CELEX: 42010X0831(04)
Language: da
Date: 2010-08-31 00:00:00
Title: Regulativ nr. 43 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af sikkerhedsrudematerialer og deres montering på køretøjer

31.8.2010   
            
            
               DA
            
            
               Den Europæiske Unions Tidende
            
            
               L 230/119
            
         Kun de originale FN/ECE-tekster har retlig virkning i henhold til folkeretten. Dette regulativs nuværende status og ikrafttrædelsesdato bør kontrolleres i den seneste version af FN/ECE's statusdokument TRANS/WP.29/343/, der findes på adressen:
   http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
   Regulativ nr. 43 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af sikkerhedsrudematerialer og deres montering på køretøjer
   omfattende al gældende tekst frem til:
   Supplement 12 til den oprindelige udgave af regulativet — Ikrafttrædelsesdato: 24. oktober 2009
   INDHOLD
   REGULATIV
   
               1.
            
            Anvendelsesområde
         
               2.
            
            Definitioner
         
               3.
            
            Ansøgning om godkendelse
         
               4.
            
            Mærkning
         
               5.
            
            Godkendelse
         
               6.
            
            Generelle forskrifter
         
               7.
            
            Særlige forskrifter
         
               8.
            
            Prøvning
         
               9.
            
            Ændring eller udvidelse af godkendelse af en type sikkerhedsrudemateriale
         
               10.
            
            Produktionens overensstemmelse
         
               11.
            
            Sanktioner i tilfælde af produktionens manglende overensstemmelse
         
               12.
            
            Overgangsbestemmelser
         
               13.
            
            Endeligt ophør af produktionen
         
               14.
            
            Navne og adresser på de tekniske tjenester, der er ansvarlige for udførelse godkendelsesprøvninger, og på de administrative myndigheder
         BILAG
   
               Bilag 1 —
            
            Meddelelse vedrørende godkendelse (eller udvidelse, nægtelse eller inddragelse af godkendelse eller endeligt ophør af produktionen af en type sikkerhedsrudemateriale i henhold til regulativ nr. 43.
         
               Bilag 1A —
            
            Meddelelse vedrørende godkendelse (eller udvidelse, nægtelse eller inddragelse af godkendelse eller endeligt ophør af produktionen af en køretøjstype hvad angår sikkerhedsruder
         
               Bilag 2 —
            
            Udformning af godkendelsesmærker til komponenter
         
               Bilag 2A —
            
            Udformning af godkendelsesmærker til køretøjer
         
               Bilag 3 —
            
            Generelle prøvningsforskrifter
         
               Bilag 4 —
            
            Forruder af hærdet glas
         
               Bilag 5 —
            
            Ruder af glas med ensartet hærdning
         
               Bilag 6 —
            
            Forruder af almindeligt lamineret glas
         
               Bilag 7 —
            
            Ruder af lamineret glas, bortset fra forruder
         
               Bilag 8 —
            
            Forruder af behandlet lamineret glas
         
               Bilag 9 —
            
            Sikkerhedsrude med en overflade af plastmateriale (på indersiden)
         
               Bilag 10 —
            
            Forruder af plexiglas
         
               Bilag 11 —
            
            Ruder af plexiglas, bortset fra forruder
         
               Bilag 12 —
            
            Dobbeltruder
         
               Bilag 13 —
            
            Gruppeinddeling af forruder med henblik på godkendelsesprøvning
         
               Bilag 14 —
            
            Stive plastruder bortset fra forruder
         
               Bilag 15 —
            
            Fleksible plastruder bortset fra forruder
         
               Bilag 16 —
            
            Dobbeltruder af stift plast
         
               Bilag 17 —
            
            Måling af segmenthøjderne og anslagspunkternes placering
         
               Bilag 18 —
            
            Metode til bestemmelse af prøvningszonerne på forruder på køretøjer i klasse M1 i forhold til »v«-punkterne
         
               Bilag 19 —
            
            Metode til bestemmelse af »H-punkt« og faktisk torsovinkel for siddepladser i motorkøretøjer
         
               Bilag 20 —
            
            Kontrol af produktionens overensstemmelse
         
               Bilag 21 —
            
            Bestemmelser vedrørende montering af sikkerhedsruder på køretøjer
         1.   ANVENDELSESOMRÅDE
   Dette regulativ finder anvendelse på:-o
   
               a)
            
            
               sikkerhedsrudematerialer beregnet til montering som forruder eller andre ruder eller som opdelingsanordning på køretøjer i klasse L, M, N, O, og T (1)
               
            
         
               b)
            
            
               køretøjer i klasse M, N og O for så vidt angår montering af sådanne materialer:
            
         i begge tilfælde med undtagelse af glas til lyskilder og lyssignalanordninger samt instrumentpaneler, særligt skudsikre ruder og dobbeltruder.
   2.   DEFINITIONER
   I dette regulativ forstås ved:
   
               2.1.
            
            
               »Rude af hærdet glas«: en rude bestående af et enkelt glaslag, som har gennemgået en særlig behandling med henblik på at øge dets mekaniske modstandsdygtighed og påvirke brudmønstret i tilfælde af brud.
            
         
               2.2.
            
            
               »Rude af lamineret glas«: en rude bestående af mindst to glaslag, som holdes sammen af et eller flere mellemlæg af plastmateriale; dette kan være:
               2.2.1.   »almindelig«: såfremt ingen af de glaslag, hvoraf det består, er behandlet eller
               2.2.2.   »behandlet«: såfremt mindst et af de glaslag, hvoraf det består, har gennemgået en særlig behandling med henblik på at øge dets mekaniske modstandsdygtighed og påvirke brudmønstret i tilfælde af brud.
            
         
               2.3.
            
            
               »Sikkerhedsrude beklædt med plastmateriale«: en rude som defineret i punkt 2.1 eller 2.2 beklædt på indersiden med et lag plastmateriale.
            
         
               2.4.
            
            
               »Plexiglasrude«: en rude af lamineret glas med et glaslag og et eller flere plastlag oven på hinanden, hvoraf mindst et fungerer som mellemlæg. Plastlaget/ene skal være anbragt på indersiden, når ruden er monteret på køretøjet.
            
         
               2.5.
            
            
               »Plastrude«: en rude af et materiale, der som en væsentlig bestanddel indeholder et eller flere organiske polymere stoffer med en høj molekylvægt, er fast i den færdige tilstand, og som på et stadium i fremstillingen eller forarbejdningen til færdigvare kan formes flydende.
               2.5.1.   »Stiv plastrude«: en rude af et plastrudemateriale, som i lodret retning ikke bøjer mere end 50 mm ved fleksibilitetsprøvning (bilag 3, punkt 12).
               2.5.2.   »Fleksibel plastrude«: et rudemateriale af plast, som i vandret retning bøjer mere end 50 mm ved fleksibilitetsprøvning (bilag 3, punkt 12).
            
         
               2.6.
            
            
               »Dobbeltvindue«: en enhed bestående af to ruder monteret særskilt i samme åbning på køretøjet.
            
         
               2.7.
            
            
               »Enhed med dobbeltglas«: en enhed bestående af to ruder samlet permanent i forbindelse med fremstillingen og adskilt af et ensartet mellemrum.
               2.7.1.   »Symmetrisk dobbeltrude«: en enhed med dobbeltglas, i hvilken de to ruder er af samme type (hærdet glas, lamineret glas, stift plast) og har samme primære og/eller sekundære kendetegn.
               2.7.2.   »Asymmetrisk dobbeltrude«: en enhed med dobbeltglas, i hvilken de to ruder er af forskellig type (hærdet glas, lamineret glas, stift plast) og har forskellige primære og/eller sekundære kendetegn.
            
         
               2.8.
            
            
               »Primært kendetegn«: et kendetegn, der i væsentlig grad ændrer sikkerhedsrudematerialets optiske og/eller mekaniske egenskaber på en måde, som har betydning for den funktion, som denne rude skal opfylde på køretøjet. Udtrykket omfatter også fabriks- eller varemærker, jf. indehaveren af godkendelsens angivelser.
            
         
               2.9.
            
            
               »Sekundært kendetegn«: et kendetegn, der kan ændre sikkerhedsrudematerialets optiske og/eller mekaniske egenskaber på en måde, som har betydning for den funktion, som denne rude skal opfylde på køretøjet. Betydningen af ændringen vurderes under hensyntagen til vanskelighedsindekset.
            
         
               2.10.
            
            
               Udtrykket »vanskelighedsindeks« dækker en klassifikation i to grader gældende for ændringer observeret i praksis for hvert sekundært kendetegn. Overgangen fra indeks 1 til indeks 2 angiver et behov for at foretage yderligere forsøg.
            
         
               2.11.
            
            
               »En forrudes udfoldede flade«: fladen for den mindste rektangel af glas, af hvilken en forrude kan fremstilles.
            
         
               2.12.
            
            
               »Forrudes hældningsvinkel«: den vinkel, der dannes af den lodrette og den lige linje, der forbinder rudens over- og underkant, idet begge disse linjer indeholdes i et vertikalt plan indeholdende køretøjets længdeakse.
               
                           2.12.1.
                        
                        
                           Måling af hældningsvinkelen udføres på en køretøj på jævnt underlag, og hvis der er tale om et køretøj til passagertransport, skal dette være i køreklar stand, fyldt op med brændstof, kølervæske og smøremiddel og forsynet med værktøj og reservehjul (hvis de leveres som standardudstyr af producenten); der tages højde for førerens og, hvis der er tale om et køretøjs til passagertransport, en forsædepassagers masse, idet fører og passager hver sættes til 75 ± 1 kg.
                        
                     
                           2.12.2.
                        
                        
                           Køretøjer, som er udstyret med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk ophængning eller en anordning til automatisk regulering af frihøjden i forhold til belastningen, prøves under normale kørselsforhold som foreskrevet af fabrikanten.
                        
                     
         
               2.13.
            
            
               »Gruppe af forruder«: en gruppe bestående af forruder af forskellige former og dimensioner, som undersøges med hensyn til deres mekaniske egenskaber, brudmønster og opførsel under prøvning af modstandsdygtigheden over for påvirkninger fra omgivelserne.
               2.13.1.   »Plan forrude«: en forrude uden normal krumning, der giver sig udtryk i en segmenthøjde på over 10 mm pr. løbende meter
               2.13.2.   »Buet forrude«: en forrude med en normal krumning, der giver sig udtryk i en segmenthøjde på over 10 mm pr. løbende meter.
            
         
               2.14.
            
            
               »Segmenthøjde »h««: den maksimale afstand mellem rudens indre flade og et plan gående gennem rudens kanter. Denne afstand måles omtrent vinkelret på ruden (se bilag 17, figur 1).
            
         
               2.15.
            
            
               »Type sikkerhedsrudemateriale«: ruder, jf. definitionen i punkt 2.1-2.7, som ikke udviser væsentlige forskelle, navnlig med hensyn til de i bilag 4-12 og 14-16 definerede primære og sekundære kendetegn.
               
                           2.15.1.
                        
                        
                           Selv om en ændring af de primære kendetegn medfører, at der er tale om en ny produkttype, anerkender man, at i visse tilfælde medfører en ændring af formen og dimensionerne ikke nødvendigvis en forpligtelse til at gennemføre en fuldstændig prøvningsrække. For visse af de prøvninger, der er foreskrevet i de enkelte bilag, kan ruderne opdeles i grupper, såfremt det er indlysende, at de har lignende primære kendetegn.
                        
                     
                           2.15.2.
                        
                        
                           Typer af ruder, der kun adskiller sig med hensyn til de sekundære kendetegn, kan betragtes som hørende til samme type; der kan imidlertid foretages visse prøvninger på prøveemner af disse ruder, såfremt disse udtrykkeligt er fastsat i prøvningsforskrifterne.
                        
                     
         
               2.16.
            
            
               »Krumning »r««: den omtrentlige værdi af den mindste radius for forrudens bue målt i det mest buede område.
            
         
               2.17.
            
            
               »HIC-indeks« (Head Injury Criteria — indeks for hovedlæsioner): et indeks for omfanget af kranium- og hjernelæsioner ved hovedets direkte sammenstød vinkelret mod ruden som følge af decelerationskraft.
            
         
               2.18.
            
            
               »Sikkerhedsrudemateriale af betydning for førerens sigtbarhed«:
               2.18.1.   »Sikkerhedsrudemateriale af betydning for førerens synsfelt fremad«: alle ruder, der befinder sig foran et plan, som går gennem førerens R-punkt vinkelret på køretøjets midterplan i længderetningen, hvorigennem føreren kan se vejen under kørsel eller manøvrering af køretøjet.
               2.18.2.   »Sikkerhedsrudemateriale af betydning for førerens synsfelt bagud«: alle ruder, der befinder sig bagved et plan, som går gennem førerens R-punkt vinkelret på køretøjets midterplan i længderetningen, hvorigennem føreren kan se vejen under kørsel eller manøvrering af køretøjet.
            
         
               2.19.
            
            
               »Uigennemsigtig solskærm«: et område på ruden, der forhindrer lysgennemgang.
            
         
               2.20.
            
            
               »Solfilterfilm«: et område på ruden med formindsket regelmæssig lysgennemgang.
            
         
               2.21.
            
            
               »Gennemsigtigt område«: hele rudeområdet med undtagelse af eventuelle områder med uigennemsigtig solskærm og solfilterfilm.
            
         
               2.22.
            
            
               »Dagslysindfald«: hele rudeområdet med undtagelse af eventuelle områder med uigennemsigtig solskærm, men inklusive eventuel solfilterfilm.
            
         
               2.23.
            
            
               »Mellemlæg«: alle materialer, der anvendes til at holde de enkelte lag af lamineret glas sammen.
            
         
               2.24.
            
            
               »Køretøjstype«: for så vidt angår montering af sikkerhedsruder: køretøjer, der hører til samme klasse, som i det mindste på følgende væsentlige punkter ikke udviser forskelle:
               
                            
                        
                        
                           fabrikanten
                        
                     
                            
                        
                        
                           den af producenten angivne køretøjstype
                        
                     
                            
                        
                        
                           væsentlige konstruktionsaspekter.
                        
                     
         
               2.25.
            
            
               »Ryglænsvinkel«: den konstruktionsbestemte torsovinkel, jf. definitionen i bilag 19 i dette regulativ.
            
         3.   ANSØGNING OM GODKENDELSE
   3.1.   Godkendelse af en rudetype
   Ansøgning om godkendelse af en rudetype indgives af fabrikanten eller denne behørigt bemyndigede repræsentant i det land, som ansøgningen vedrører.
   3.2.   For hver rudetype ledsages ansøgningen af nedennævnte dokumenter i tre eksemplarer og følgende oplysninger:
   
               3.2.1.
            
            
               En teknisk beskrivelse med angivelse af alle primære og sekundære kendetegn, og
               
                           3.2.1.1.
                        
                        
                           for andre ruder end forruder, diagrammer i et format, der ikke må være større end format A4 eller er foldet til dette format, der angiver:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       den største flade
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       den mindste vinkel mellem to af rudens hosliggende sider
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       den største segmenthøjde (hvis relevant).
                                    
                                 
                     
                           3.2.1.2.
                        
                        
                           for forruder:
                           
                                       3.2.1.2.1.
                                    
                                    
                                       en fortegnelse over modeller af forruder, for hvilke der ansøges om godkendelse, med angivelse af køretøjsfabrikantens navn samt køretøjstype og -klasse.
                                    
                                 
                                       3.2.1.2.2.
                                    
                                    
                                       tegninger i målestok 1:1 for klasse M1 og i målestok 1:1 eller 1:10 for alle andre køretøjsklasser samt diagrammer af forruden og dens placering på køretøjet, der tilstrækkelig detaljeret viser:
                                       
                                                   3.2.1.2.2.1.
                                                
                                                
                                                   forrudens placering i forhold til førersædets R-punkt (hvis relevant)
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.2.
                                                
                                                
                                                   forrudens hældningsvinkel
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.3.
                                                
                                                
                                                   ryglænets hældningsvinkel
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.4.
                                                
                                                
                                                   beliggenhed og størrelse af det område, hvori kontrollen af de optiske egenskaber foregår, og eventuelt flader af forskellig hærdning
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.5.
                                                
                                                
                                                   forrudens udfoldede flade
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.6.
                                                
                                                
                                                   forrudens største segmenthøjde
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.7.
                                                
                                                
                                                   forrudens mindste krumning (udelukkende til brug for gruppering af forruder).
                                                
                                             
                                 
                     
                           3.2.1.3.
                        
                        
                           For dobbeltruder, diagrammer i et format, der ikke må være større end format A4 eller er foldet til dette format, og som ud over de i punkt 3.2.1.1 anførte oplysninger angiver:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       typen af hver af ruderne
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       fastgørelsestypen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       den nominelle bredde af mellemrummet mellem de to ruder.
                                    
                                 
                     
         3.3.   Ansøgeren om godkendelse skal desuden indgive et tilstrækkeligt antal prøveemner og prøveeksemplarer af færdige ruder af de relevante modeller, evt. efter aftale med den tekniske tjeneste, der er ansvarlig for udførelse af prøvningerne.
   3.4.   Godkendelse af en køretøjstype
   Ansøgning om godkendelse af en køretøjstype hvad angår montering af sikkerhedsruder skal indgives af køretøjets fabrikant eller dennes behørigt bemyndigede repræsentant.
   3.5.   Ansøgningen skal ledsages af nedennævnte dokumenter i tre eksemplarer og af følgende:
   
               3.5.1.
            
            
               Tegninger af køretøjet i passende målestok, som angiver:
               
                           3.5.1.1.
                        
                        
                           forrudens placering i forhold til køretøjets R-punkt
                        
                     
                           3.5.1.2.
                        
                        
                           forrudens hældningsvinkel
                        
                     
                           3.5.1.3.
                        
                        
                           ryglænets hældningsvinkel.
                        
                     
         
               3.5.2.
            
            
               Tekniske detaljer vedrørende forruden og alle andre ruder, herunder især:
               
                           3.5.2.1.
                        
                        
                           de anvendte materialer
                        
                     
                           3.5.2.2.
                        
                        
                           godkendelsesnumre
                        
                     
                           3.5.2.3.
                        
                        
                           eventuel yderligere mærkning, jf. punkt 5.5.
                        
                     
         3.6.   Et køretøj, der er repræsentativt for den type, som skal godkendes, skal indleveres til den tekniske tjeneste, der er ansvarlig for godkendelsesprøvning.
   4.   MÆRKNING
   
               4.1.
            
            
               Alle sikkerhedsrudematerialer, herunder de prøveeksemplarer og prøveemner, der er indgives til godkendelse, skal være forsynet med fabrikantens fabriks- eller varemærke, jf. punkt 3 i bilag 1. Fremstillede dele skal være forsynet med det nummer, hovedfabrikanten er tildelt i overensstemmelse med ECE-regulativ nr. 43. Dette mærke skal være tydeligt, let læseligt og må ikke kunne slettes.
            
         5.   GODKENDELSE
   5.1.   Godkendelse af en rudetype
   Såfremt de prøver , som er indleveret til godkendelse, opfylder forskrifterne i punkt 6 til 8 i dette regulativ, meddeles godkendelse for den pågældende type sikkerhedsrudemateriale.
   5.2.   Der tildeles et godkendelsesnummer til hver godkendt type som defineret i bilag 5, 7, 11, 12, 14, 15 og 16 eller, for forruders vedkommende, til hver godkendt gruppe. De første to cifre (for tiden 00 for regulativet i den oprindelige version) angiver den ændringsserie, som inkorporerer de seneste større tekniske ændringer af regulativet på godkendelsens udstedelsestidspunkt. Samme kontraherende part må ikke tildele samme nummer til en anden type eller gruppe af sikkerhedsrudemateriale.
   5.3.   Meddelelse om godkendelse eller udvidelse eller nægtelse af godkendelse af en type sikkerhedsrudemateriale i henhold til dette regulativ meddeles de kontraherende parter i overenskomsten, som anvender dette regulativ, ved hjælp af en formular svarende til modellen i bilag 1 — og dets tillæg — til dette regulativ.
   
               5.3.1.
            
            
               For forruders vedkommende ledsages meddelelsesformularen af et dokument, hvori er opstillet en fortegnelse over hver enkelt forrudemodel i den godkendte gruppe samt denne gruppes kendetegn i henhold til bilag 1, tillæg 8.
            
         5.4.   På et synligt sted på hver rude og dobbeltrude, som er i overensstemmelse med en efter dette regulativ godkendt type, fastgøres foruden den i punkt 4.1 foreskrevne mærkning et internationalt godkendelsesmærke. Der kan også fastgøres eventuel særlig godkendelsesmærkning for hver rude, der indgår i en dobbeltrude. Dette godkendelsesmærke skal bestå af:
   
               5.4.1.
            
            
               en cirkel, der omgiver bogstavet »E«, efterfulgt af et entydigt nummer for det land, der har udstedt godkendelsen (2)
               
            
         
               5.4.2.
            
            
               nummeret på dette regulativ efterfulgt af bogstavet »R«, en bindestreg og godkendelsesnummeret til højre for cirklen, der er beskrevet i punkt 5.4.1.
            
         5.5.   Nedenstående supplerende symboler anbringes i nærheden af godkendelsesmærket:
   
               5.5.1.
            
            
               for en forrudes vedkommende:
               
                           I
                        
                        
                           for hærdet glas (I/P hvis den er beklædt) (3)
                           
                        
                     
                           II
                        
                        
                           for almindeligt lamineret glas (II/P hvis det er beklædt) (3)
                           
                        
                     
                           III
                        
                        
                           for behandlet lamineret glas (III/P hvis det er beklædt) (3)
                           
                        
                     
                           IV
                        
                        
                           for plexiglas.
                        
                     
         
               5.5.2.
            
            
               
                           V
                        
                        
                           ved sikkerhedsruder, hvis regelmæssige gennemgangskoefficient for lyset er mindre end 70 %.
                        
                     
         
               5.5.3.
            
            
               
                           VI
                        
                        
                           ved for dobbeltruder.
                        
                     
         
               5.5.4.
            
            
               
                           VII
                        
                        
                           ved glasruder med ensartet hærdning, som kan anvendes som forruder til langsomtkørende køretøjer med en konstruktivt bestemt hastighed på højst 40 km/h.
                        
                     
         
               5.5.5.
            
            
               
                           VIII
                        
                        
                           Ved stive plastruder. Her til kommer, at den relevante anvendelse kendetegnes ved:
                           
                                       /A
                                    
                                    
                                       for fremadvendende paneler
                                    
                                 
                                       /B
                                    
                                    
                                       for side, bag- og tagruder
                                    
                                 
                                       /C
                                    
                                    
                                       placeringer, hvor der er ringe eller ingen risiko for sammenstød med hoved.
                                       For plastruder, som har været underkastet prøvning for modstandsdygtighed over for slid, jf. bilag 3, stk. 4, skal der desuden anvendes følgende mærkning, såfremt det er relevant:
                                    
                                 
                                       /L
                                    
                                    
                                       ved ruder med en lysspredning, der ikke overstiger 2 % efter 1 000 cyklusser på den ydre overflade og 4 % efter 100 cyklusser på den indre overflade (se bilag 14 og 16, stk. 6.1.3.1)
                                    
                                 
                                       /M
                                    
                                    
                                       ved ruder med en lysspredning, der ikke overstiger 10 % efter 500 cyklusser på den ydre overflade og 4 % efter 100 cyklusser på den indre overflade (se bilag 14 og 16, stk. 6.1.3.2)
                                    
                                 
                     
         
               5.5.6.
            
            
               
                           IX
                        
                        
                           ved fleksible plastruder
                        
                     
         
               5.5.7.
            
            
               
                           X
                        
                        
                           ved dobbeltruder i stift plast. Her til kommer, at den relevante anvendelse kendetegnes ved:
                           
                                       /A
                                    
                                    
                                       for fremadvendende paneler
                                    
                                 
                                       /B
                                    
                                    
                                       for side, bag- og tagruder
                                    
                                 
                                       /C
                                    
                                    
                                       placeringer, hvor der er ringe eller ingen risiko for sammenstød med hoved.
                                    
                                 For plastruder, som har været underkastet prøvning for modstandsdygtighed over for slid, jf. bilag 3, stk. 4, skal der anvendes følgende mærkning, såfremt det er relevant:
                           
                                       /L
                                    
                                    
                                       for ruder med en lysspredning, der ikke overstiger 2 % efter 1 000 cyklusser på den ydre overflade og 4 % efter 100 cyklusser på den indre overflade (se bilag 6, stk. 6.1.3.1)
                                    
                                 
                                       /M
                                    
                                    
                                       for ruder med en lysspredning, der ikke overstiger 10 % efter 500 cyklusser på den ydre overflade og 4 % efter 100 cyklusser på den indre overflade (se bilag 16, stk. 6.1.3.2).
                                    
                                 
                     
         
               5.5.8.
            
            
               
                           XI
                        
                        
                           ved laminerede glasruder bortset fra forruder.
                        
                     
         5.6.   Godkendelsesmærket og -symbolet skal være let læseligt og må ikke kunne slettes. Yderligere symboler skal kombineres inden i godkendelsesmærket.
   5.7.   Bilag 2 til dette regulativ indeholder eksempler på udformningen af godkendelsesmærker.
   5.8.   Godkendelse af en køretøjstype
   Hvis det køretøj, der er ansøgt godkendt i henhold til dette regulativ, opfylder betingelserne i bilag 21 til dette regulativ, meddeles der godkendelse for den pågældende køretøjstype.
   5.9.   Der tildeles et godkendelsesnummer til hver godkendt type. De første to cifre (for tiden 00 for regulativet i den oprindelige version) angiver den ændringsserie, som inkorporerer de seneste større tekniske ændringer af regulativet på godkendelsens udstedelsestidspunkt. Samme kontraherende part må ikke tildele en anden køretøjstype samme nummer som angivet i punkt 2.24 ovenfor.
   5.10.   Godkendelse eller udvidelse, afvisning eller ophævelse af godkendelse eller endeligt ophør af produktion af en køretøjstype i henhold til dette regulativ meddeles de kontraherende parter i overenskomsten af 1958, som anvender dette regulativ, ved hjælp af en meddelelse, der er i overensstemmelse med modellen i bilag 1A til dette regulativ.
   5.11.   Ethvert køretøj, som er i overensstemmelse med en type, som er godkendt efter dette regulativ, skal på et let synligt og let tilgængeligt sted, der er angivet i godkendelsesattesten, være påført et internationalt godkendelsesmærke bestående af følgende:
   
               5.11.1.
            
            
               en cirkel, der omgiver bogstavet »E«, efterfulgt af et entydigt nummer for det land, der har udstedt godkendelsen (4)
               
            
         
               5.11.2.
            
            
               til højre for den i punkt 5.11.1 foreskrevne cirkel, nummeret på dette regulativ, efterfulgt af bogstavet »R«, en tankestreg og godkendelsesnummeret.
            
         5.12.   Er køretøjet i overensstemmelse med en køretøjstype, som i henhold til et eller flere andre af de til overenskomsten vedføjede regulativer er godkendt i samme stat, som har meddelt godkendelse efter dette regulativ, behøver det i punkt 5.11.1 ovenfor foreskrevne symbol ikke gentages. I så tilfælde skal yderligere godkendelsesnumre og symboler for alle de regulativer, som godkendelsen er udstedt efter i det land, hvor godkendelsen er udstedt i henhold til dette regulativ, placeres i lodrette kolonner til højre for det symbol, der er beskrevet i punkt 5.11.1.
   5.13.   Godkendelsesmærket skal være let læseligt og ikke sletbart.
   5.14.   Godkendelsesmærket skal anbringes tæt ved eller på den fabrikationsplade, fabrikanten har anbragt på køretøjet.
   5.15.   I bilag 2A til dette regulativ er givet eksempler på godkendelsesmærkets udformning.
   6.   GENERELLE FORSKRIFTER
   
               6.1.
            
            
               Alle rudematerialer, herunder rudemateriale til fremstilling af forruder, skal være af en sådan art, at faren for legemsbeskadigelse i tilfælde af brud nedsættes mest muligt. Glasmaterialet skal have en tilstrækkelig modstandsdygtighed over for de påvirkninger, som kan forekomme under normal kørsel samt over for atmosfæriske og termiske faktorer, kemiske stoffer, brand og slid.
            
         
               6.2.
            
            
               Sikkerhedsrudematerialet skal desuden have en tilstrækkelig gennemsigtighed og må ikke give anledning til nogen nævneværdig forvrængning af genstande set gennem forruden eller forveksling af de farver, der anvendes i trafiksignaler. Såfremt forruden knuses, skal føreren fortsat kunne se vejen tilstrækkelig tydeligt til at kunne bremse og bringe køretøjet til sikker standsning.
            
         7.   SÆRLIGE FORSKRIFTER
   Alle typer sikkerhedsruder skal, afhængigt af den kategori, de tilhører, opfylde følgende særlige forskrifter:
   
               7.1.
            
            
               forruder af hærdet glas: forskrifterne i bilag 4
            
         
               7.2.
            
            
               forruder af glas med ensartet hærdning: forskrifterne i bilag 5
            
         
               7.3.
            
            
               forruder af almindeligt lamineret glas: forskrifterne i bilag 6
            
         
               7.4.
            
            
               ruder af almindeligt lamineret glas bortset fra forruder: forskrifterne i bilag 7
            
         
               7.5.
            
            
               forruder af behandlet lamineret glas: forskrifterne i bilag 8
            
         
               7.6.
            
            
               plastbeklædte sikkerhedsruder: forskrifterne i bilag 9, ud over de relevante forskrifter ovenfor
            
         
               7.7.
            
            
               forruder af plexiglas: forskrifterne i bilag 10
            
         
               7.8.
            
            
               ruder af plexiglas bortset fra forruder: forskrifterne i bilag 11
            
         
               7.9.
            
            
               dobbeltruder: forskrifterne i bilag 12
            
         
               7.10.
            
            
               ruder i stift plast: forskrifterne i bilag 14
            
         
               7.11.
            
            
               fleksible plastruder: forskrifterne i bilag 15
            
         
               7.12.
            
            
               dobbeltruder i stift plast: forskrifterne i bilag 16.
            
         8.   PRØVNING
   8.1.   Der foreskrives følgende prøver i dette regulativ:
   8.1.1.   Brud- og splintringsprøve
   Formålet med denne prøvning er:
   
               8.1.1.1.
            
            
               at kontrollere, at brudstykker og splinter, som opstår ved brud af ruden, er af en sådan art, at risikoen for kvæstelse er mindst mulig, og
            
         
               8.1.1.2.
            
            
               for forrudens vedkommende, at kontrollere udsynet efter brud.
            
         8.1.2.   Prøvning af mekanisk modstandsdygtighed
   8.1.2.1.   Slagprøve med kugle
   Denne omfatter to prøver, én med en kugle på 227 g og én med en kugle på 2 260 g.
   
               8.1.2.1.1.
            
            
               —   Prøvning med en kugle på 227 g: Formålet med denne prøvning er at vurdere mellemlæggets adhæsion i lamineret glas og den mekaniske modstandsdygtighed af glas med ensartet hærdning og af plastruder.
            
         
               8.1.2.1.2.
            
            
               —   Prøvning med en kugle på 2 260 g: Formålet med denne prøvning er at vurdere lamineret glas' modstandsdygtighed over for kuglens indtrængen.
            
         8.1.2.2.   Prøvning med attraphoved
   Formålet med denne prøve er at kontrollere, at ruden opfylder kravene om begrænsning af hovedlæsioner ved stød mod forruder, laminerede ruder og andre ruder af plexiglas og stift plast end forruder samt dobbeltruder, der benyttes som sideruder.
   8.1.3.   Prøvning af modstandsdygtighed over for påvirkninger fra omgivelserne
   8.1.3.1.   Prøvning af modstandsdygtigheden over for slid
   Formålet med denne prøve er at konstatere, om sikkerhedsrudens modstandsdygtighed over for slid ligger over en nærmere specificeret værdi.
   8.1.3.2.   Prøvning af modstandsdygtighed over for høje temperaturer
   Formålet med denne prøve er at kontrollere, at der ved langvarig udsættelse for høje temperaturer ikke forekommer blærer eller andre fejl i mellemlægget i lamineret glas og i ruder af plexiglas.
   8.1.3.3.   Prøvning af modstandsdygtigheden over for lyspåvirkninger
   Formålet med denne prøvning er at konstatere, om lysgennemgangen i ruder af lamineret glas, plexiglas og glas beklædt med plastmateriale reduceres i væsentlig grad som følge af længere tids lyspåvirkning, eller om ruderne misfarves i væsentlig grad.
   8.1.3.4.   Prøvning af modstandsdygtigheden over for fugt
   Formålet med denne prøvning er at konstatere, om ruder af lamineret glas, plexiglas og glas beklædt med plastmateriale og stift plastmateriale kan tåle længere tids påvirkning med luftfugtighed uden at forandres i væsentlig grad.
   8.1.3.5.   Modstandsdygtighed over for temperaturforandringer
   Formålet med denne prøvning er at kontrollere, om de(t) anvendte plastmateriale(r) i en sikkerhedsrude som defineret i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor kan modstå længere tids påvirkning med ekstreme temperaturer uden at forandres i væsentlig grad.
   8.1.3.6.   Prøvning for vejrbestandighed
   Formålet med denne prøvning er at kontrollere, om plastsikkerhedsruden kan modstå simulerede vejrforhold.
   8.1.3.7.   Krydsskæringsprøvning
   Formålet med denne prøvning er at undersøge, om en slidstærk beklædning på en stiv plastrude har tilstrækkelig vedhæftning.
   8.1.4.   Prøvning af optiske egenskaber
   8.1.4.1.   Prøvning af lysgennemgang
   Formålet med denne prøvning er at konstatere, om sikkerhedsruders regelmæssige lysgennemgang ligger over en bestemt værdi.
   8.1.4.2.   Prøvning af optisk forvrængning
   Formålet med denne prøvning er at kontrollere, at forvrængning af genstande set gennem forruden ikke når en sådan grad, at det generer føreren.
   8.1.4.3.   Prøvning af sekundærbilledets adskillelse
   Formålet med denne prøvning er at kontrollere, at den vinkel, der adskiller sekundærbilledet fra primærbilledet ikke overstiger en bestemt værdi.
   8.1.4.4.   Prøvning af farveidentifikation
   Formålet med denne prøvning er at kontrollere, at der ikke er nogen risiko for forveksling af farver set gennem en forrude.
   8.1.5.   Brandbestandighedsprøvning
   Formålet med denne prøvning er at kontrollere, at et sikkerhedsrudemateriale, jf. punkt 2.3, 2.4 og 2.5 ovenfor, har en tilstrækkelig lav forbrændingshastighed.
   8.1.6.   Prøvning af modstandsdygtighed over for kemiske stoffer
   Formålet med denne prøvning er at konstatere, om sikkerhedsrudematerialet, jf. punkt 2.3, 2.4 og 2.5 ovenfor, kan modstå påvirkning med kemiske stoffer, der normalt er til stede eller anvendes i et køretøj (f.eks. rengøringsprodukter), uden at forandres i væsentlig grad.
   8.1.7.   Fleksibilitets og foldningsprøvning
   Formålet med denne prøvning er at konstatere, om et plastrudemateriale falder inden for den stive eller fleksible kategori.
   8.2.   Prøvninger, der skal gennemføres for de kategorier af rudematerialer, som er defineret i punkt 2.1 til 2.5 i nærværende regulativ
   
               8.2.1.
            
            
               Sikkerhedsrudematerialer underkastes de prøver, der er anført i tabellerne: 8.2.1.1 og 8.2.1.2.
               
                           8.2.1.1.
                        
                        
                           Sikkerhedsruder underkastes de i tabellen anførte prøver:
                           
                                       Prøvninger
                                    
                                    
                                       Forrude
                                    
                                    
                                       Andre glasruder end forruder
                                    
                                 
                                       Hærdet glas
                                    
                                    
                                       Almindeligt lamineret glas
                                    
                                    
                                       Behandlet lamineret glas
                                    
                                    
                                       Plexiglas
                                    
                                    
                                       Hærdet glas
                                    
                                    
                                       Lamineret glas
                                    
                                    
                                       Plexiglas
                                    
                                 
                                       I
                                    
                                    
                                       I-P
                                    
                                    
                                       II
                                    
                                    
                                       II-P
                                    
                                    
                                       III
                                    
                                    
                                       III-P
                                    
                                    
                                       IV
                                    
                                 
                                       Brud- og splintring
                                    
                                    
                                       A4/2
                                    
                                    
                                       A4/2
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A8/4
                                    
                                    
                                       A8/4
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A5/2
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Mekanisk modstandsdygtighed
                                    
                                 
                                       
                                                   —
                                                
                                                
                                                   kugle på 227 g
                                                
                                             
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A6/4.3
                                    
                                    
                                       A6/4.3
                                    
                                    
                                       A6/4.3
                                    
                                    
                                       A6/4.3
                                    
                                    
                                       A6/4.3
                                    
                                    
                                       A5/3.1
                                    
                                    
                                       A7/4
                                    
                                    
                                       A7/4
                                    
                                 
                                       
                                                   —
                                                
                                                
                                                   kugle på 2 260 g
                                                
                                             
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A6/4.2
                                    
                                    
                                       A6/4.2
                                    
                                    
                                       A6/4.2
                                    
                                    
                                       A6/4.2
                                    
                                    
                                       A6/4.2
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Hovedformet stødklods (5)
                                       
                                    
                                    
                                       A4/3
                                    
                                    
                                       A4/3
                                    
                                    
                                       A6/3
                                    
                                    
                                       A6/3
                                    
                                    
                                       A6/3
                                    
                                    
                                       A6/3
                                    
                                    
                                       A10/3
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A7/3
                                    
                                    
                                       A11/3
                                    
                                 
                                       Slid
                                    
                                 
                                       Udvendig side
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                 
                                       Indvendig side
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A9/2
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A9/2
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A9/2
                                    
                                    
                                       A9/2
                                    
                                    
                                       A9/2 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A9/2 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A9/2
                                    
                                 
                                       Høj temperatur
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                 
                                       Lyspåvirkning
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                 
                                       Fugt
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                 
                                       Lysgennemgang
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                 
                                       Optisk forvrængning
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2 (7)
                                       
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Sekundærbillede
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3 (7)
                                       
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Farveidentifikation
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Bestandighed mod temperaturudsving
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/8
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/8
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       A3/8
                                    
                                    
                                       A3/8
                                    
                                    
                                       A3/8 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/8 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/8
                                    
                                 
                                       Brandbestandighed
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       A3/10 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/10 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                 
                                       Modstandsdygtighed over for kemiske stoffer
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1
                                    
                                 
                                       Bemærk:
                                    
                                    
                                       En reference som A4/3 henviser til bilag 4 og til punkt 3 i det pågældende bilag, hvor der findes en beskrivelse af den relevante prøvning og godkendelseskravene.
                                    
                                 
                     
                           8.2.1.2.
                        
                        
                           Plastrudematerialer underkastes de i denne tabel anførte prøver:
                           
                                       Prøvning
                                    
                                    
                                       Plast bortset fra forruder
                                    
                                 
                                       Stift plast
                                    
                                    
                                       Dobbeltruder
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                       Motor køretøjer
                                    
                                    
                                       Anhængere og Ubemandede køretøjer
                                    
                                    
                                       Motor køretøjer
                                    
                                    
                                       Anhængere og Ubemandede køretøjer
                                    
                                    
                                       Fleksibelt plast
                                    
                                 
                                       Fleksibilitet
                                    
                                    
                                       A3/12
                                    
                                    
                                       A3/12
                                    
                                    
                                       A3/12
                                    
                                    
                                       A3/12
                                    
                                    
                                       A3/12
                                    
                                 
                                       kugle på 227 g
                                    
                                    
                                       A14/5
                                    
                                    
                                       A14/5
                                    
                                    
                                       A16/5
                                    
                                    
                                       A16/5
                                    
                                    
                                       A15/4
                                    
                                 
                                       Hovedformet stødklods (8)
                                       
                                    
                                    
                                       A14/4
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A16/4
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Lysgennemgang (9)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                 
                                       Brandbestandighed
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                 
                                       Kemisk modstandsevne
                                    
                                    
                                       A3/11
                                    
                                    
                                       A3/11
                                    
                                    
                                       A3/11
                                    
                                    
                                       A3/11
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1
                                    
                                 
                                       Slid
                                    
                                    
                                       A14/6.1
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A16/6.1
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Vejrbestandighed
                                    
                                    
                                       A3/6.4
                                    
                                    
                                       A3/6.4
                                    
                                    
                                       A3/6.4
                                    
                                    
                                       A3/6.4
                                    
                                    
                                       A3/6.4
                                    
                                 
                                       Fugt
                                    
                                    
                                       A14/6.4
                                    
                                    
                                       A14/6.4
                                    
                                    
                                       A16/6.4
                                    
                                    
                                       A16/6.4
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Krydsskæring (9)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/13
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/13
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                     
         
               8.2.2.
            
            
               Et sikkerhedsrudemateriale godkendes, hvis det opfylder alle krav i de relevante forskrifter, der er anført i tabellerne: 8.2.1.1 og 8.2.1.2.
            
         9.   ÆNDRING ELLER UDVIDELSE AF GODKENDELSE AF EN TYPE SIKKERHEDSRUDEMATERIALE
   9.1.   Enhver ændring af en type sikkerhedsrudemateriale eller, for forruders vedkommende, enhver tilføjelse af forruder til en gruppe, skal meddeles den administrative myndighed, der har meddelt godkendelse for denne type sikkerhedsrudemateriale. Den pågældende myndighed kan da enten:
   
               9.1.1.
            
            
               vurdere, at de foretagne ændringer ikke vil får nogen nævneværdig uheldig indvirkning og, for forruders vedkommende, at den nye type falder inden for den gruppe forruder, der er godkendt, og at sikkerhedsruden under alle omstændigheder stadig opfylder forskrifterne eller
            
         
               9.1.2.
            
            
               anmode om en yderligere prøvningsrapport fra den tekniske tjeneste, der er ansvarlig for prøvningerne.
            
         9.2.   Meddelelse
   
               9.2.1.
            
            
               Bekræftelse eller nægtelse af godkendelse (eller udvidelse af godkendelse) meddeles de kontraherende parter, som anvender dette regulativ, via den ovenfor i punkt 5.3 anførte procedure.
            
         
               9.2.2.
            
            
               Den kompetente myndighed, der har meddelt udvidelse af en godkendelse, angiver et serienummer på hver meddelelse om udvidelse.
            
         10.   PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE
   10.1.   Produktionsprocedurerne skal være i overensstemmelse med kravene i overenskomsten, bilag 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), samt med følgende krav:
   10.2.   Særlige bestemmelser
   Den kontrol, der omtales i punkt 2.2 i tillæg 2 til overenskomsten, skal omfatte opfyldelse af forskrifterne i bilag 20 til nærværende regulativ.
   10.3.   Den normale inspektionshyppighed, som er omtalt i punkt 2.4 i bilag 2 tillæg 2 til overenskomsten, er én gang årligt.
   11.   SANKTIONER I TILFÆLDE AF PRODUKTIONENS MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE
   
               11.1.
            
            
               Godkendelser meddelt for en type rudemateriale i henhold til dette regulativ kan inddrages, hvis kravene i punkt 10.1 ovenfor ikke er opfyldt.
            
         
               11.2.
            
            
               Hvis en part i overenskomsten, som anvender dette regulativ, inddrager en godkendelse, som den tidligere har meddelt, skal den straks underrette de øvrige kontraherende parter, som anvender dette regulativ, herom ved hjælp af en meddelelsesformular svarende til modellen i bilag 1 til dette regulativ.
            
         12.   OVERGANGSBESTEMMELSER
   
               12.1.
            
            
               Fra ikrafttrædelsesdatoen for supplement 8 til dette regulativ i den oprindelige version, kan ingen kontraherende part, som anvender dette regulativ, nægte at meddele godkendelse i henhold til dette regulativ som ændret ved supplement 8 til regulativet i den oprindelige version.
            
         
               12.2.
            
            
               Fra 24 måneder efter den officielle ikrafttrædelsesdato for supplement 8 kan de kontraherende parter, der anvender dette regulativ nægte at anerkende godkendelse af sikkerhedsruder, som ikke bærer de symboler, der er foreskrives i punkt 5.5 i dette regulativ.
            
         
               12.3.
            
            
               Fra den officielle ikrafttrædelsesdato for supplement 12 til dette regulativ, kan ingen kontraherende part, som anvender dette regulativ, nægte at meddele godkendelse i henhold til dette regulativ som ændret ved supplement 12 til regulativet i den oprindelige version.
            
         
               12.4.
            
            
               Fra 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen må kontraherende parter, som anvender dette regulativ, kun meddele godkendelse, hvis komponenttypen eller den separate tekniske enhed, der søges godkendt, opfylder kravene i supplement 12 til dette regulativ.
            
         
               12.5.
            
            
               Fra 24 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for supplement 12 kan de kontraherende parter, der anvender dette regulativ, nægte at anerkende godkendelse af sikkerhedsruder, som ikke bærer de symboler, der er foreskrives i punkt 5.5 i dette regulativ.
            
         13.   ENDELIGT OPHØR AF PRODUKTIONEN
   Hvis indehaveren af godkendelsen endeligt ophører med at fremstille en type sikkerhedsrudemateriale, som er godkendt i henhold til dette regulativ, skal han underrette den myndighed, som har meddelt godkendelsen, herom. Ved modtagelse af den pågældende meddelelse skal myndigheden underrette de øvrige kontraherende parter i overenskomsten, som anvender dette regulativ, herom ved hjælp af en meddelelsesformular svarende til modellen i bilag 1 til dette regulativ.
   14.   NAVNE OG ADRESSER PÅ DE TEKNISKE TJENESTER, DER ER ANSVARLIGE FOR UDFØRELSE AF GODKENDELSESPRØVNINGERNE, OG PÅ DE ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDER
   De kontraherende parter, der anvender dette regulativ, meddeler FN's sekretariat navn og adresse på de tekniske tjenester, som er ansvarlige for udførelse af godkendelsesprøvninger, og på de administrative myndigheder, som meddeler godkendelser, og hvortil meddelelser udstedt i andre lande om godkendelse eller udvidelse, nægtelse eller inddragelse af godkendelse, skal sendes.
   15.   De tekniske tjenester, der er ansvarlige for udførelse af godkendelsesprøvningen, skal opfylde de harmoniserede standarder vedrørende drift af prøvelaboratorier (ISO/CEI Guide 25). De bør desuden udpeges af den godkendelsesmyndighed, som de udfører godkendelsesprøvninger for.
   
      (1)  Som fastlagt i bilag 7 til den konsoliderede resolution om køretøjers konstruktion (R.E.3) (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend. 2, som senest ændret ved Amend. 4).
   
      (2)  1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungarn, 8 for Tjekkiet, 9 for Spanien, 10 for Serbien, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 14 for Schweiz, 15 (ubenyttet), 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for Portugal, 22 for Den Russiske Føderation, 23 for Grækenland, 24 for Irland, 25 for Kroatien, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet, 28 for Belarus, 29 for Estland, 30 (ubenyttet), 31 for Bosnien- Hercegovina, 32 for Letland, 33 (ubenyttet), 34 for Bulgarien, 35 (ubenyttet), 36 for Litauen, 37 for Tyrkiet, 38 (ubenyttet), 39 for Aserbajdsjan, 40 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, 41 (ubenyttet), 42 for Det Europæiske Fællesskab (godkendelser meddeles af medlemsstaterne under anvendelse af deres respektive ECE-symbol), 43 for Japan, 44 (ubenyttet), 45 for Australien, 46 for Ukraine, 47 for Sydafrika, 48 for New Zealand, 49 for Cypern, 50 for Malta, 51 for Republikken Korea, 52 for Malaysia, 53 for Thailand, 54 og 55 (ubenyttet) og 56 for Montenegro. De efterfølgende numre tildeles andre stater i den kronologiske orden, i hvilken de ratificerer eller tiltræder overenskomsten om ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter, hvorefter FN's generalsekretær giver de kontraherende parter i overenskomsten meddelelse herom.
   
      (3)  I overensstemmelse med definitionen i punkt 2.3.
   
      (4)  Se fodnote 2 i punkt 5.4.1.
   
      (5)  Denne prøvning skal desuden foretages på dobbeltruder i henhold til bilag 12, punkt 3 (A12/3).
   
      (6)  Såfremt indersiden er beklædt med plastmateriale.
   
      (7)  Denne type glasruder med ensartet hærdning, kan også anvendes som forruder til langsomtkørende køretøjer med en konstruktivt bestemt hastighed på højst 40 km/h.
   
      (8)  Prøvningskravene afhænger af rudens placering inden i køretøjet.
   
      (9)  Gælder kun såfremt ruden skal anvendes i en placering af betydning for sigtbarheden under kørsel.
   
      BILAG 1
      
         MEDDELELSE
      
      (største format: A4 (210 × 297 mm))
      
         
      
         TILLÆG 1
         
            FORRUDER AF HÆRDET GLAS
         
         (Primære og sekundære kendetegn som defineret i bilag 4 eller 9 til regulativ nr 43)
         
            
      
      
         TILLÆG 2
         
            RUDER AF GLAS MED ENSARTET HÆRDNING
         
         (Primære og sekundære kendetegn som defineret i bilag 5 eller 9 til regulativ nr 43)
         
            
      
      
         TILLÆG 3
         
            FORRUDER AF LAMINERET GLAS
         
         (Primære og sekundære kendetegn som defineret i bilag 6, 8 eller 9 til regulativ nr 43)
         
            
      
      
         TILLÆG 4
         
            RUDER AF LAMINERET GLAS, BORTSET FRA FORRUDER
         
         (Primære og sekundære kendetegn som defineret i bilag 7 eller 9 til regulativ nr. 43)
         
            
      
      
         TILLÆG 5
         
            FORRUDER AF PLEXIGLAS
         
         (Primære og sekundære kendetegn som defineret i bilag 10 til regulativ nr. 43)
         
            
      
      
         TILLÆG 6
         
            RUDER AF PLEXIGLAS BORTSET FRA FORRUDER
         
         (Primære og sekundære kendetegn som defineret i bilag 11 til regulativ nr. 43)
         
            
      
      
         TILLÆG 7
         
            DOBBELTRUDER
         
         (Primære og sekundære kendetegn som defineret i bilag 12 eller 16 til regulativ nr. 43)
         
            
      
      
         TILLÆG 8
         
            STIVE PLASTRUDER BORTSET FRA FORRUDER
         
         (Primære og sekundære kendetegn som defineret i henhold til bilag 14)
         
            
      
      
         TILLÆG 9
         
            RUDER AF FLEKSIBEL PLAST BORTSET FRA FORRUDER
         
         (Primære og sekundære kendetegn som defineret i henhold til bilag 15)
         
            
      
      
         TILLÆG 10
         
            INDHOLDET AF FORTEGNELSEN OVER FORRUDER
             (1)
         
         for hver af de forruder, der er genstand for nærværende godkendelse, skal mindst nedenstående oplysninger anføres:
         
                      
                  
                  
                     Køretøjsfabrikant
                  
               
                      
                  
                  
                     Køretøjets type
                  
               
                      
                  
                  
                     Køretøjets klasse
                  
               
                      
                  
                  
                     Udfoldet flade (F)
                  
               
                      
                  
                  
                     Segmenthøjde (h)
                  
               
                      
                  
                  
                     Krumning (r)
                  
               
                      
                  
                  
                     Monteringsvinkel (α)
                  
               
                      
                  
                  
                     Ryglænets hældning (β)
                  
               
                      
                  
                  
                     R-punkt-koordinater (A, B, C) i forhold
                  
               
                      
                  
                  
                     til midten af forrudens øverste kant.
                  
               
            
         
            (1)  Disse oplysninger skal vedlægges tillæg 1, 2 (eventuelt), 3 og 5 til dette bilag.
      
   
   
      BILAG 1A
      
         MEDDELELSE
      
      (Største format A4 (210 × 297 mm))
      
         
      
         
   
   
      BILAG 2
      
         UDFORMNING AF GODKENDELSESMÆRKER TIL KOMPONENTER
      
      (Se punkt 5.5 i dette regulativ)
      Forruder af hærdet glas
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret en forrude af hærdet glas, viser, at den pågældende komponent er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Forrude af plastbeklædt hærdet glas
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret en forrude af plastbeklædt hærdet glas, viser, at den pågældende komponent er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Forruder af almindeligt lamineret glas
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret en forrude af almindeligt lamineret glas, viser, at den pågældende komponent er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Forrude af almindeligt lamineret glas beklædt med plastmateriale
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret en forrude af almindeligt lamineret glas beklædt med plastmateriale, viser, at den pågældende komponent er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Forruder af behandlet lamineret glas
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret en forrude af behandlet lamineret glas, viser, at den pågældende komponent er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Forruder af plexiglas
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret en forrude af plexiglas, viser, at den pågældende komponent er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Andre ruder end forruder, hvis regelmæssige lysgennemgangskoefficient < 70 %
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret andre glasruder end forruder, som er omfattet af forskrifterne i bilag 3, punkt 9.1.4, viser, at den pågældende komponent er godkendt i nederlandene (e 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Dobbeltruder, hvis regelmæssige lysgennemgangskoefficient < 70 %
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret en dobbeltrude, viser, at den pågældende komponent er godkendt i nederlandene (e 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Ruder af glas med ensartet hærdning, der anvendes som forruder til langsomtkørende køretøjer med en konstruktivt bestemt hastighed på højst 40 km/h.
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret en rude med ensartet hærdning, viser, at den pågældende komponent, som er beregnet til anvendelse som forrude på langsomtkørende køretøjer med en konstruktivt bestemt hastighed på højst 40 km/h, er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Andre ruder end forruder, hvis regelmæssige lysgennemgangskoefficient ≥ 70 %
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret andre glasruder end forruder, som er omfattet af forskrifterne i bilag 3, punkt 9.1.4.1, viser, at den pågældende komponent er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Stive plastruder bortset fra forruder
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret stive plastruder til fremadvendende paneler med en lysspredning, der ikke overstiger 2 % efter 1 000 cyklusser på den ydre overflade og 4 % efter 100 cyklusser på den indre overflade, viser, at den pågældende komponent er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Fleksible plastruder bortset fra forruder
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret fleksible plastruder, viser, at den pågældende komponent er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Dobbeltruder af stift plast
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret en dobbeltrude af stift plast, viser, at den pågældende komponent er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      Paneler af lamineret glas, bortset fra forruder
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret laminerede ruder, bortset fra forruder, viser, at den pågældende komponent er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 43 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
   
   
      BILAG 2 A
      
         UDFORMNING AF GODKENDELSESMÆRKER TIL KØRETØJER
      
      MODEL A
      (se punkt 5.11 i dette regulativ)
      
         
      Når ovenstående godkendelsesmærke er påsat et køretøj, viser det, at den pågældende køretøjstype for så vidt angår montering af sikkerhedsruder er godkendt i Nederlandene (E4) i medfør af regulativ nr. 43. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er meddelt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 43.
      MODEL B
      (se punkt 5.12 i dette regulativ)
      
         
      Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret et køretøj, viser, at den pågældende køretøjstype er godkendt i Nederlandene (E 4), i henhold til regulativ nr. 43 og 52 (1) Godkendelsesnumrene angiver, at regulativ nr. 43 på godkendelsestidspunktet forelå i den oprindelige version, og at regulativ nr. 52 omfattede ændringsserie 01.
      
         (1)  Det andet nummer er kun givet som eksempel.
   
   
      BILAG 3
      
         GENERELLE PRØVNINGSFORSKRIFTER
      
      1.   BRUD- OG SPLINTRINGSPRØVE
      
                  1.1.
               
               
                  Den rude, der skal prøves, må ikke være stramt fastspændt; den kan imidlertid fæstnes til en lignende rude ved hjælp af tape, der klæbes på hele kanten.
               
            
                  1.2.
               
               
                  Til at frembringe brud anvendes en hammer med en masse på omkring 75 g eller en anden anordning, der giver tilsvarende resultater. Spidsens krumningsradius skal være 0,2 mm ± 0,05 mm.
               
            
                  1.3.
               
               
                  Der udføres en prøve i hvert foreskrevet anslagspunkt.
               
            
                  1.4.
               
               
                  Undersøgelsen af brudstykkerne foretages ved hjælp af en metode, der er valideret både for så vidt angår selve optællingen og evnen til at finde den korrekte placering for optælling af mindste og største forekomst.
                  Den endelige registrering af brudmønstret skal påbegyndes inden for 10 sekunder og afsluttes senest 3 minutter efter anslaget. Den tekniske tjeneste skal opbevare de endelige registreringer af brudmønstret.
               
            2.   SLAGPRØVNING MED EN KUGLE
      2.1.   Prøvning med en kugle på 227 g
      2.1.1.   Udstyr
      
                  2.1.1.1.
               
               
                  Kugle af hærdet stål med en masse på 227 ± 2 g og en diameter på ca. 38 mm.
               
            
                  2.1.1.2.
               
               
                  En anordning, der gør det muligt at lade kuglen falde frit fra en nærmere angivet højde, eller en anordning, der gør det muligt at give kuglen en hastighed, der svarer til den hastighed, den ville kunne opnå under frit fald. Hvis der anvendes en anordning, der slynger kuglen ud, skal hastighedstolerancen være ± 1 % af hastigheden under frit fald.
               
            
                  2.1.1.3.
               
               
                  En prøveramme som den, der er vist i fig. 1, og som består af to stålrammer med 15 mm brede glatte kanter, som passer sammen, og som er forsynet med gummipakninger af en tykkelse på ca. 3 mm og en bredde på 15 mm og en hårdhed på 50 IRHD.
                  Den nederste ramme hviler på en kasse af stål med en højde på ca. 150 mm. Den prøvede rude holdes på plads af den øverste ramme, hvis masse er på ca. 3 kg. Prøverammen er svejset fast på en ca. 12 mm tyk stålplade, der hviler på jorden på en gummiplade med en tykkelse på ca. 3 mm og en hårdhed på 50 IRHD.
                  
                     Figur 1
                  
                  
                     Prøveramme til prøvning med kugle
                  
                  
                     
               
            2.1.2.   Prøvningsbetingelser
      
                  Temperatur
               
               
                  :
               
               
                  20 ± 5 oC
               
            
                  Tryk
               
               
                  :
               
               
                  860-1 060 mbar
               
            
                  Relativ fugtighed
               
               
                  :
               
               
                  60 ± 20 %
               
            2.1.3.   Prøveemne
      Prøveemnet skal være plant og kvadratisk med en side på 300 mm + 10 mm/-0 mm eller skåret ud i den mest plane del af en forrude eller en anden buet sikkerhedsrude.
      Man kan også foretage prøvning med en buet sikkerhedsrude. Det skal i så fald sikres, at der er god kontakt mellem sikkerhedsruden og prøverammen.
      2.1.4.   Fremgangsmåde
      Prøveemnet udsættes for den anførte temperatur i mindst 4 timer umiddelbart før prøvningen indledes.
      Prøveemnet anbringes på prøverammen (punkt 2.1.1.3). Prøveemnets plan skal være vinkelret på kuglens indfaldsretning med en tolerance på under 3°.
      For fleksible plastruder skal prøveemnet klemmes fast på prøverammen ved hjælp af passende anordninger.
      Anslagspunktet skal befinde sig højst 25 mm fra prøveemnets geometriske centrum ved en faldhøjde på 6 m eller derunder, eller højst 50 mm fra prøveemnets centrum ved en faldhøjde på over 6 m. Kuglen skal ramme den side af prøveemnet, som repræsenterer sikkerhedsrudens yderside, når denne er monteret på køretøjet. Kuglen må kun frembringe et enkelt anslagspunkt.
      2.2.   Prøvning med en kugle på 2 260 g
      2.2.1.   Udstyr
      
                  2.2.1.1.
               
               
                  Kugle af hærdet stål med en masse på 2 260 ± 20 g og en diameter på ca. 82 mm.
               
            
                  2.2.1.2.
               
               
                  En anordning, der gør det muligt at lade kuglen falde frit fra en nærmere angivet højde, eller en anordning, der gør det muligt at give kuglen en hastighed, der svarer til den hastighed, den ville kunne opnå under frit fald. Hvis der anvendes en anordning, der slynger kuglen ud, skal hastighedstolerancen være ± 1 % af hastigheden under frit fald.
               
            
                  2.2.1.3.
               
               
                  En prøveramme som den, der er vist i fig. 1 og identisk med det, der er beskrevet i punkt 2.1.1.3.
               
            2.2.2.   Prøvningsbetingelser
      
                  Temperatur
               
               
                  :
               
               
                  20 ± 5°
               
            
                  Tryk
               
               
                  :
               
               
                  860-1 060 mbar
               
            
                  Relativ fugtighed
               
               
                  :
               
               
                  60 ± 20 %
               
            2.2.3.   Prøveemne
      Prøveemnet skal være plant og kvadratisk med en side på 300 mm + 10 mm/-0 mm eller skåret ud i den mest plane del af en forrude eller en anden buet sikkerhedsrude.
      Man kan også foretage prøvning af hele forruden eller en anden hel buet sikkerhedsrude. Det skal i så fald sikres, at der er god kontakt mellem sikkerhedsruden og prøverammen.
      2.2.4.   Fremgangsmåde
      Prøveemnet udsættes for den anførte temperatur i mindst 4 timer umiddelbart før prøvningen indledes.
      Prøveemnet anbringes på prøverammen (punkt 2.1.1.3). Prøveemnets plan skal være vinkelret på kuglens indfaldsretning med en tolerance på under 3°.
      For plexiglasruder skal prøveemnet klemmes fast på prøverammen ved hjælp af passende anordninger.
      Anslagspunktet skal befinde sig højst 25 mm fra prøveemnets geometriske centrum.
      Kuglen skal ramme den side af prøveemnet, som repræsenterer sikkerhedsrudens yderside, når denne er monteret på køretøjet.
      Kuglen må kun frembringe et enkelt anslagspunkt.
      3.   PRØVNING MED ATTRAPHOVED
      3.1.   Prøvning med attraphoved uden decelerationsmåling
      3.1.1.   Udstyr
      Et attraphoved med kugle- eller halvkugleform udført i hård krydsfiner og beklædt med et lag aftageligt filt og eventuelt forsynet med en tværstang af træ. Mellem den kugleformede del og tværstangen befinder der sig et mellemstykke, der simulerer halsen, og på den anden side af tværstangen en monteringsstang.
      Dimensionerne skal være som anført i figur 2. Apparatets samlede masse skal være 10 kg ± 0,2 kg.
      
         Figur 2
      
      
         Attraphovedslaglegeme
      
      
         
      3.1.2.   En anordning, der gør det muligt at lade hovedattrappen falde frit fra en nærmere angivet højde, eller en anordning, der gør det muligt at give hovedattrappen en hastighed, der svarer til den hastighed, det ville kunne opnå under frit fald. Hvis der anvendes en anordning, der slynger hovedattrappen ud, skal hastighedstolerancen være ± 1 % af hastigheden under frit fald.
      3.1.3.   En prøveramme som den, der er vist i fig. 3, til prøvning af plane prøveemner. Prøverammen består af to stålrammer, hvis kanter er 50 mm brede, som kan stilles oven på hinanden, og som er forsynet med gummipakninger med en tykkelse på ca. 3 mm, en bredde på 15 mm ± 1 mm og en hårdhed på 70 IRHD. Den øverste ramme holdes fastspændt til den nederste ramme med mindst otte bolte.
      3.1.4.   Prøvningsbetingelser
      
                  Temperatur
               
               
                  :
               
               
                  20 ± 5 oC
               
            
                  Tryk
               
               
                  :
               
               
                  860-1 060 mbar
               
            
                  Relativ fugtighed
               
               
                  :
               
               
                  60 ± 20 %.
               
            3.1.5.   Fremgangsmåde
      3.1.5.1.   Prøvning på et plant prøveemne
      Det plane prøveemne med en længde på 1 100 mm + 5/- 2 mm og en bredde på 500 mm + 5/- 2 mm holdes ved en konstant temperatur på 20 oC ± 5 oC i mindst fire timer umiddelbart før prøvning.
      
         Figur 3
      
      
         Prøveramme til prøvninger med hovedattrap
      
      
         
      Prøveemnet fastspændes til prøverammen (punkt 3.1.3); boltenes tilspændingsmoment skal sikre, at prøveemnet ikke under prøvningen kan flytte sig mere end 2 mm. Prøveemnets plan skal være tilnærmelsesvis vinkelret på indfaldsretningen for det kunstige hoved. Hovedattrappen skal ramme prøveemnet højst 40 mm fra prøveemnets geometriske centrum og på den side af prøveemnet, der repræsenterer den indvendige side af sikkerhedsruden. Hovedattrappen må kun frembringe et enkelt anslag.
      Filtbeklædningens anslagsflade udskiftes efter 12 prøver.
      3.1.5.2.   Prøvning på en komplet forrude (kun anvendt til en faldhøjde mindre end eller lig med 1,5 m).
      Forruden anbringes frit på en prøveramme med en gummipakning med en hårdhed på 70 IRHD og en tykkelse på ca. 3 mm, idet bredden af kontaktfladen på hele omkredsen er ca. 15 mm.
      Prøverammen skal bestå af et fast stykke, der svarer til forrudens form, således at hovedattrappen rammer den indvendige side. Om nødvendigt klemmes forruden fast på prøverammen ved hjælp af passende anordninger.
      Prøverammen skal hvile på et fast underlag med en gummipakning med en hårdhed på 70 IRHD og en tykkelse på ca. 3 mm. Forrudens flade skal være omtrent vinkelret på hovedattrappens anslagsretning.
      Hovedattrappen skal ramme forruden højst 40 mm fra dennes geometriske centrum og på den side af forruden, der repræsenterer sikkerhedsrudens indvendige side, når denne er monteret på køretøjet. Hovedattrappen må kun frembringe et enkelt anslag.
      Filtbeklædningens anslagsflade udskiftes efter 12 prøver.
      3.2.   Prøvning med attraphoved med decelerationsmåling
      3.2.1.   Udstyr
      Ved hovedattrapprøvninger med simultan bestemmelse af HIC-værdier anvendes som faldlegeme det i figur 2.1 viste attraphoved. Hovedattrappens samlede masse skal være 10,0 + 0,2 /-0,0 kg.
      Midt i bundpladen (24) monteres den treaksede monteringsblok (26) i tyngdepunktet med henblik på anbringelse af accelerationsmålere (27). Accelerationsmålerne anbringes lodret i forhold til hinanden.
      Kappen (18) og dækslet (19) under bundpladen (24) har i stort omfang samme elastiske egenskaber som det menneskelige kranium. Hovedattrappens elastiske egenskaber ved anslag bestemmes af mellemringens (13) og kappens hårdhed og tykkelse.
      
         Figur 2.1
      
      
         Hovedattrap på 10 kg
      
      
         
      
         Fortegnelse over dele til den 10 kg tunge hovedattrap, jf. figur 2.1
      
      
                  Nr.
               
               
                  Antaldele
               
               
                  Standardbetegnelse
               
               
                  Materiale
               
               
                  Bemærkninger
               
            
                  1
               
               
                  1
               
               
                  Magnetisk fastholdelsesanordning
               
               
                  Stål DIN 17100
               
               
                  —
               
            
                  2
               
               
                  1
               
               
                  Svingningsdæmper
               
               
                  Gummi/stål
               
               
                  Diameter: 50 mm
                  Tykkelse: 30 mm
                  Gevind: M10
               
            
                  3
               
               
                  4
               
               
                  HF-konnektor BNC
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  4
               
               
                  1
               
               
                  Sekskantet møtrik DIN 985
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  5
               
               
                  6
               
               
                  Skive DIN 125
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  6
               
               
                  3
               
               
                  Overgangsstykke
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  7
               
               
                  6
               
               
                  Cylinderskrue DIN 912
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  8
               
               
                  3
               
               
                  Sekskantet møtrik
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  9
               
               
                  3
               
               
                  Skive
               
               
                  Stål DIN 17100
               
               
                  Huldiameter: 8 mm Udvendig diameter: 35 mm Tykkelse: 1,5 mm
               
            
                  10
               
               
                  3
               
               
                  Gummiring
               
               
                  Gummi, hårdhed 60 IRHD
               
               
                  Huldiameter: 8 mm Udvendig diameter: 30 mm Tykkelse: 10 mm
               
            
                  11
               
               
                  1
               
               
                  Dæmpningsring
               
               
                  Papiremballage
               
               
                  Huldiameter: 120 mm
                  Udvendig diameter: 199 mm
                  Tykkelse: 0,5 mm
               
            
                  12
               
               
                  —
               
               
                  —
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  13
               
               
                  1
               
               
                  Mellemring
               
               
                  Butadiengummi, IRHD-hårdhed på ca. 80
               
               
                  Huldiameter: 129 mm
                  Udvendig diameter: 192 mm
                  Tykkelse: 4 mm
               
            
                  14
               
               
                  3
               
               
                  Styrerør
               
               
                  Polytetra-fluorethen (PTFE)
               
               
                  Indvendig diameter: 8 mm
                  Udvendig diameter: 10 mm
                  Længde: 40 mm
               
            
                  15
               
               
                  3
               
               
                  Sekskantet møtrik
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  16
               
               
                  3
               
               
                  Gevindskåret bolt DIN 976
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  17
               
               
                  3
               
               
                  Skrueindsats
               
               
                  Støbelegering DIN 1709-GD-CuZn 37Pb
               
               
                  —
               
            
                  18
               
               
                  1
               
               
                  Kappe
               
               
                  Polyamid 12
               
               
                  —
               
            
                  19
               
               
                  1
               
               
                  Dæksel
               
               
                  Butadiengummi
               
               
                  Tykkelse: 6 mm Revet i den ene side
               
            
                  20
               
               
                  1
               
               
                  Styrering
               
               
                  Stål DIN 17100
               
               
                  —
               
            
                  21
               
               
                  4
               
               
                  Forsænket skrue
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  22
               
               
                  1
               
               
                  Dæmpningsskive
               
               
                  Papiremballage
               
               
                  Diameter: 65 mm
                  Tykkelse: 0,5 mm
               
            
                  23
               
               
                  —
               
               
                  —
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  24
               
               
                  1
               
               
                  Bundplade
               
               
                  Stål DIN 17100
               
               
                  —
               
            
                  25
               
               
                  1
               
               
                  Indstillingsskrue med indvendig sekskant
               
               
                  Styrkeklasse 45H
               
               
                  —
               
            
                  26
               
               
                  1
               
               
                  Treakset monteringsblok
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  27
               
               
                  3
               
               
                  Accelerationsmåler
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  28
               
               
                  1
               
               
                  Trækomponent
               
               
                  Avnbøg, limet i lag
               
               
                  —
               
            
                  29
               
               
                  1
               
               
                  Dækplade
               
               
                  Legering (AlMg5)
               
               
                  —
               
            
                  30
               
               
                  1
               
               
                  Beskyttelsesdæksel
               
               
                  Polyamid 12
               
               
                  —
               
            3.2.2.   Justering og kalibrering
      Ved udførelse af prøven fastgøres hovedattrappen til styringssystemets tværstang (figur 2.2) og flyttes til den påkrævede faldhøjde ved hjælp af en løfteanordning. Under prøvning slippes tværstangen med hovedattrappen. Når hovedattrappen passerer den højdejusterbare lysbarriere, slippes det fra tværstangen, tværstangens fald dæmpes, og hovedattrappen falder ned på prøveemnet.
      Hovedattrappen må ikke modtage impulser fra faldanordningen eller målekablet, men må kun accelerere ved tyngdekraften og falde lodret.
      
         Figur 2.2
      
      
         Prøveudstyr til hovedattrapforsøg med decelerationsmåling
      
      
         
      
                  3.2.2.1.
               
               
                  Måleanordning, som gør det muligt at bestemme HIC-værdier med det attraphoved, der er beskrevet i punkt 3.2.1.
               
            
                  3.2.2.2.
               
               
                  Udstyr til kalibrering af attraphoved
                  Faldanordningen skal kunne justeres med 1mm præcision ved faldhøjder på 50-254 mm. Til disse små faldhøjder kræves intet styringssystem.
                  En anslagsplade i stål, som måler 600 mm × 600 mm og har en tykkelse på 50 mm. Anslagsfladen skal være glat:
                  overfladeruhed Rmax = 1 μm, tolerance på planhed t = 0,05 mm.
               
            
                  3.2.2.3.
               
               
                  Kalibrering og justering af hovedattrappen
                  Før hver prøvningsserie og senest mellem hver 50 prøvninger inden for en serie skal hovedattrappen kalibreres og eventuelt justeres.
                  Anslagspladen skal være ren og tør og skal under prøvningen hvile stabilt på et betonfundament.
                  Hovedattrappen må ramme anslagspladen lodret. Faldhøjderne (målt fra hovedattrappens laveste punkt til anslagspladens overflade) er 50, 100, 150 og 254 mm. Decelerationskurverne bør registreres.
                  Den højeste deceleration az fra de forskellige faldhøjder på z-aksen skal ligge inden for de grænser, der er angivet i tabellen:
                  
                              Faldhøjde
                              mm
                           
                           
                              Højeste deceleration azsom multiplum af acceleration pga. tyngden g
                           
                        
                              50
                           
                           
                              64 ± 5
                           
                        
                              100
                           
                           
                              107 ± 5
                           
                        
                              150
                           
                           
                              150 ± 7
                           
                        
                              254
                           
                           
                              222 ± 12
                           
                        Decelerationskurverne bør baseres på en enkeltmodusvibration. Decelerationskurven for faldhøjden på 254 mm skal indtræde mindst 1,2 ms og højst 1,5 ms over 100 g.
                  Hvis kravene i punkt 3.2.2.3 ikke er opfyldt, skal hovedattrappens elastiske egenskaber justeres ved at variere tykkelsen af mellemringen (13) i bundpladen. Der kan foretages korrektion ved at justere de tre selvlåsende sekskantede møtrikker (8) på de gevindskårne bolte (16), som fastholder kappen (18) til bundpladen (24). Gummiringene (10) under de sekskantede møtrikker (8) må ikke være skøre eller ridsede.
                  Dækslet (19) på anslagsfladen og mellemringen (13) bør altid udskiftes omgående i tilfælde af beskadigelse, navnlig hvis hovedattrappen ikke længere kan justeres.
               
            3.2.3.   Prøverammen til prøvning af plane prøveemner skal være som beskrevet i punkt 3.1.3.
      3.2.4.   Prøveforskrifterne er angivet i punkt 3.1.4.
      3.2.5.   Prøver på komplette ruder (ved faldhøjder mellem 1,5 og 3 m) Ruden placeres frit på en prøveramme med en gummipakning med en hårdhed på 70 IRHD og en tykkelse på ca. 3 mm.
      Ruden holdes på plads på prøverammen ved hjælp af passende anordninger. Rudens flade skal være omtrent vinkelret på hovedattrappens anslagsretning. Anslagspunktet skal befinde sig højst 40 mm fra rudens geometriske centrum. Hovedattrappen skal ramme den side af ruden, der repræsenterer plastrudens indvendige side, når denne er monteret på køretøjet. Hovedattrappen må kun frembringe et enkelt anslag.
      Startende med den faldhøjde, der er valgt som udgangspunkt, øges faldhøjden med 0,5 m i hver efterfølgende prøvning. De decelerationskurver, der forekommer ved sammenstød med prøveemnerne for ax, ay og az, bør registreres i forhold til tid t.
      Efter hovedattrapprøvningen undersøges det, om en rudekant udviser en forskydning på mere end 2 mm i prøverammen, og om forskrifterne for anslagspunktet var opfyldt. Accelerationsdelene ax og ay bør ved lodret anslag være mindre en 0,1 az.
      3.2.6.   Evaluering
      Decelerationskurverne bør evalueres således:
      Den resulterende deceleration ares(t) i tyngdepunktet i overensstemmelse med ligning 1) fra de målte decelerationskurver ax(t), ay(t) og az(t) sammensættes som multipla af accelerationen pga. tyngdekraften.
      
                  1)
               
               
                  
                     
               
            Det tidsrum, hvorunder decelerationen ares kontinuerligt overskrider værdien 80 g og den højeste deceleration for ares, bestemmes. HIC-værdien beregnes som måling af faren for skader på kranium/hjerne ved sammenstød ved hjælp af følgende ligning 2):
      
                  2)
               
               
                  
                     
               
            Integralgrænserne t1 og t2 bør vælges således, at integralen antager en højesteværdi.
      4.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHEDEN OVER FOR SLID
      4.1.   Udstyr
      
                  4.1.1.
               
               
                  Slibeanordning (1), vist skematisk i figur 4 og bestående af følgende dele: en horisontal drejeskive, der er fastgjort i sit centrum, og som drejer mod uret med en hastighed af 65 til 75 omdr./min.
                  
                     Figur 4
                  
                  
                     Skematisk fremstilling af slibeanordningen
                  
                  
                     
                  To belastede parallelle stænger: hver stang er forsynet med en særlig sliberulle, der drejer frit på en horisontal akse med kugleleje; hver rulle hviler på prøveemnet under et tryk fra en masse på 500 g.
                  Slibeanordningens drejeskive skal dreje regelmæssigt og omtrent i et plan (afvigelsen fra dette plan må ikke overstige ± 0,05 mm i en afstand af 1,6 mm fra skivens omkreds).
                  Rullerne monteres således, at de, når de er i kontakt med det drejende prøveemne, drejer modsat hinanden og således udøver en tryk- og slibepåvirkning i kurveformede linjer på en cirkel på ca. 30 cm2 to gange, hver gang prøveemnet drejer én gang.
               
            
                  4.1.2.
               
               
                  Sliberuller (2) med en diameter på 45 til 50 mm og en tykkelse på 12,5 mm. De består af et særligt slibemateriale, der er fint pulveriseret, og som er optaget i en gummimasse af middel hårdhed. Rullerne skal have en hårdhed på 72 IRHD ± 5 IRHD målt i fire punkter med lige stor indbyrdes afstand på slibefladens midterlinje, idet trykket udøves lodret langs rullens diameter; aflæsning foretages ti sekunder efter udøvelse af tryk.
                  For at opnå en helt plan overflade slibes sliberullerne meget langsomt på et stykke plant glas.
               
            
                  4.1.3.
               
               
                  Lyskilde bestående af en glødelampe, hvis glødetråd ligger i en volumen af form som et parallelepipedum på 1,5 mm × 1,5 mm × 3 mm. Spændingen på pærens glødetråd skal være således, at dens farvetemperatur er 2 856 ± 50 K. Denne spænding skal stabiliseres ved ± 1/1 000. Måleapparatet til kontrol af spændingen skal være tilstrækkelig nøjagtigt til dette formål.
               
            
                  4.1.4.
               
               
                  Optisk system bestående af en linse med en brændvidde, f, på mindst 500 mm og korrigeret for kromatisk aberration. Den fulde linseåbning må ikke overstige f/20. Afstanden mellem linsen og lyskilden reguleres således, at der opnås et omtrent parallelt strålebundt. Der anbringes en blænder til at begrænse strålebundtets diameter til 7 mm ± 1 mm. Denne blænder skal anbringes i en afstand af 100 mm ± 50 mm fra linsen på modsat side af lyskilden.
               
            
                  4.1.5.
               
               
                  Apparat til måling af det spredte lys (se figur 5) bestående af en fotocelle med en integrationskugle med en diameter på 200 til 250 mm; kuglen skal være forsynet med ind- og udgangsåbninger for lyset. Indgangsåbningen skal være cirkelformet, og dens diameter skal være mindst dobbelt så stor som strålebundtets diameter. Kuglens udgangsåbning skal enten være forsynet med en lysfælde eller en refleksionsmåler afhængig af den i 4.4.3 anførte fremgangsmåde. Lysfælden skal absorbere alt lys, når der ikke befinder sig noget prøveemne i strålebundtets bane.
                  Strålebundtets akse skal gå gennem ind- og udgangsåbningernes centrer. Udgangsåbningens diameter b) skal være lig med 2 a.tan 4°, hvor a er kuglens diameter. Fotocellen skal være således placeret, at den ikke kan nås af lys, der kommer direkte fra indgangsåbningen eller refleksionsmåleren.
                  Integrationskuglens og refleksionsmålerens indvendige sider skal have praktisk talt lige høj refleksionsfaktor, og de skal være matte og ikke-selektive.
                  Udgangssignalet for fotocellen skal være lineært indtil ± 2 % inden for den anvendte lysstyrkeskala. Apparatet skal være således konstrueret, at der ikke sker noget udslag på galvanometeret, når kuglen ikke er oplyst.
                  Hele apparaturet skal kontrolleres med jævne mellemrum ved hjælp af kalibrerede mål for nedsættelsen af udsynet.
                  Hvis der til måling af nedsættelsen af udsynet benyttes andet apparatur eller andre metoder end ovennævnte apparatur og metoder, korrigeres resultaterne om nødvendigt for at bringe dem i overensstemmelse med de resultater, der opnås med det ovenfor beskrevne måleapparatur.
                  
                     Figur 5
                  
                  
                     Nefelometer
                  
                  
                     
               
            4.2.   Prøvningsbetingelser
      
                  Temperatur
               
               
                  :
               
               
                  20 ± 5 oC
               
            
                  Tryk
               
               
                  :
               
               
                  860-1 060 mbar
               
            
                  Relativ fugtighed
               
               
                  :
               
               
                  60 ± 20 %
               
            4.3.   Prøveemner
      Prøveemnerne skal være plane og kvadratiske med en side på 100 mm, med omtrent plane og parallelle flader og eventuelt med et centralt fastgørelseshul med en diameter på 6,4 mm mm.
      4.4.   Fremgangsmåde
      Slidprøven udføres på den side af prøveemnet, der repræsenterer rudens udvendige side, når denne er monteret på køretøjet, og ligeledes på den indvendige side, hvis denne er af plastmateriale.
      
                  4.4.1.
               
               
                  Umiddelbart før og efter slibningen renses prøveemnerne på følgende måde:
                  
                              a)
                           
                           
                              rensning med en hørlærredsklud og rent rindende vand
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              skylning med destilleret eller demineraliseret vand
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              tørring med ilt- eller kvælstofstrøm
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              fjernelse af alle mulige spor af vand ved let duppen med en hørlærredsklud. Om nødvendigt tørres der ved at trykke let mellem to hørlærredsklude.
                           
                        Brug af ultralyd bør undgås. Efter rengøring må prøveemnerne kun berøres i kanten, og overfladen skal beskyttes mod beskadigelse og forurening.
               
            
                  4.4.2.
               
               
                  Prøveemnerne konditioneres i mindst 48 timer ved en temperatur på 20 ± 5 oC og en relativ luftfugtighed på 60 ± 20 %.
               
            
                  4.4.3.
               
               
                  Prøveemnet anbringes direkte mod integrationskuglens indgangsåbning. Vinklen mellem det lodrette plan på dets overflade og strålebundtets akse må ikke være større end 8°.
                  Dernæst foretages følgende aflæsninger:
                  
                              Aflæsning
                           
                           
                              Med prøveemne
                           
                           
                              Med lysfælde
                           
                           
                              Med refleksions måler
                           
                           
                              Repræsenteret størrelse
                           
                        
                              T1
                              
                           
                           
                              Nej
                           
                           
                              Nej
                           
                           
                              Ja
                           
                           
                              Indfaldende lys
                           
                        
                              T2
                              
                           
                           
                              Ja
                           
                           
                              Nej
                           
                           
                              Ja
                           
                           
                              Samlet lysmængde transmitteret af prøveemnet
                           
                        
                              T3
                              
                           
                           
                              Nej
                           
                           
                              Ja
                           
                           
                              Nej
                           
                           
                              Spredt lys fra udstyret
                           
                        
                              T4
                              
                           
                           
                              Ja
                           
                           
                              Ja
                           
                           
                              Nej
                           
                           
                              Spredt lys fra udstyret og prøveemnet
                           
                        Aflæsningerne T1, T2, T3 og T4 gentages med andre bestemte positioner for prøveemnet med henblik på at bestemme ensartetheden.
                  Faktoren for den samlede gennemgang Tt = T2/T1.
                  Faktoren for den spredte gennemgang Td beregnes ved hjælp af formlen:
                  
                     
                  Beregn dæmpningsgraden ved diffusion for udsynet eller for lyset, eller for begge, ved hjælp af formlen:
                  
                     
                  Den oprindelige nedsættelse af udsynet på prøveemnet måles i mindst fire punkter med lige stor indbyrdes afstand ved brug af ovenstående formel i den zone, der ikke underkastes afslidning. Beregn gennemsnittet af de opnåede resultater for hvert prøveemne. I stedet for de fire målinger kan man opnå en gennemsnitsværdi ved at lade prøveemnet dreje regelmæssigt med en hastighed af 3 omdr./sekund eller mere.
                  For hver type sikkerhedsrude udføres tre prøver med den samme belastning. Anvend dæmpningen af udsynet som mål for den underliggende slibning efter at prøveemnet har været underkastet slidprøven.
                  Mål det spredte lys fra den bane, der udsættes for slid, for mindst fire punkter med lige stor afstand langs denne bane i henhold til ovenstående formel. Beregn gennemsnittet af de opnåede resultater for hvert prøveemne. I stedet for de fire målinger kan man opnå en gennemsnitsværdi ved at lade prøveemnet dreje regelmæssigt med en hastighed af 3 omdr./sekund eller mere.
               
            4.5.   Slidprøven udføres kun, hvis prøvelaboratoriet anser det for nødvendigt ud fra de foreliggende oplysninger.
      Undtagen for materialer af plexiglas vil ændringer i tykkelsen af mellemlægget eller materialet normalt ikke nødvendiggøre yderligere prøvning.
      4.6.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen sekundære kendetegn tages i betragtning.
      5.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHEDEN OVER FOR HØJE TEMPERATURER
      5.1.   Fremgangsmåde
      Tre prøver eller tre kvadratiske prøveemner på mindst 300 mm × 300 mm, som af laboratoriet er udskåret fra tre forruder eller tre andre ruder end forruder, og hvis ene side svarer til rudens overkant, opvarmes til 100 oC. Denne temperatur holdes i to timer, hvorefter man lader prøveeksemplarerne eller prøveemnerne køle ned til den omgivende temperatur. Såfremt sikkerhedsruden har to ydre flader af ikke-organisk materiale, kan prøvningen udføres ved at dyppe prøven vertikalt i kogende vand i et nærmere anført tidsrum, idet man søger at undgå uønskede varmechock. Såfremt prøverne er udskåret af en forrude, skal en af kanterne på hver af disse udgøres af en del af forrudens kant.
      5.2.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      
                   
               
               
                  Farveløst
               
               
                  Tonet
               
            
                  Farvning af mellemlægget
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            De øvrige sekundære kendetegn tages ikke i betragtning.
      5.3.   Fortolkning af resultater
      
                  5.3.1.
               
               
                  Prøven af modstandsdygtigheden over for høje temperaturer anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis der ikke forekommer blærer eller andre fejl mere end 15 mm fra en ikke-afskåret kant eller 25 mm fra en afskåret kant på prøveemnet eller -eksemplaret eller mere end 10 mm fra eventuelle revner, der måtte opstå under prøven.
               
            
                  5.3.2.
               
               
                  En serie prøveemner eller prøveeksemplarer eller prøveemner, der fremstilles til godkendelse, betragtes som tilfredsstillende med hensyn til modstandsdygtighed over for høje temperaturer, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              5.3.2.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger giver et tilfredsstillende resultat eller
                           
                        
                              5.3.2.2.
                           
                           
                              Én prøve giver et negativt resultat, men en ny serie prøver på en ny serie prøveemner eller –eksemplarer eller prøver giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            6.   PRØVNING AF LYSPÅVIRKNING
      6.1   Prøvningsmetode
      6.1.1.   Udstyr
      
                  6.1.1.1.
               
               
                  En lyskilde i form af en kviksølvlampe med middeltryk bestående af et kvartsrør, der ikke producerer ozon, og hvis akse er monteret vertikalt. Lampens nominelle dimensioner skal være 360 mm for længden og 9,5 mm for diameteren. Lysbuens længde skal være 300 mm ± 4 mm. Lampens tilførselseffekt skal være på 750 W ± 50 W.
                  Enhver anden lyskilde med samme virkning som den ovenfor definerede lampe kan anvendes. For at kontrollere, at en anden lyskilde har samme virkning, foretages der en sammenligning ved at måle den energimængde, der udsendes i et spektralbånd fra 300 til 450 Nm, idet alle øvrige bølgelængder fjernes ved hjælp af egnede filtre. Den anden lyskilde skal derfor benyttes med disse filtre.
                  Når der er tale om sikkerhedsruder, for hvilke der ikke består nogen tilfredsstillende sammenhæng mellem denne prøvning og anvendelsesbetingelserne, er det nødvendigt at revidere prøvningsbetingelserne.
               
            
                  6.1.1.2.
               
               
                  Forsyningstransformator og kondensator, der er i stand til at forsyne lamper (punkt 6.1.1.1) med en begyndelsesspænding på mindst 1 100 V og en driftsspænding på 500 ± 50 V.
               
            
                  6.1.1.3.
               
               
                  En anordning, der tjener til at fastholde og dreje prøveemnerne mellem 1 og 5 omdr./min. omkring lyskilden, der er placeret centralt og således, at der sikres en ensartet belysning.
               
            6.1.2.   Prøveemner
      
                  6.1.2.1.
               
               
                  Prøveemnernes størrelse skal være 76 mm × 300 mm.
               
            
                  6.1.2.2.
               
               
                  Prøveemnerne udskæres af laboratoriet fra glasrudernes øverste del, således at:
                  
                               
                           
                           
                              prøveemnernes øverste kant ved andre glasruder end forruder er sammenfaldende med glasrudens øverste kant
                           
                        
                               
                           
                           
                              for forrudernes vedkommende er prøveemnernes øverste kant sammenfaldende med den øverste grænse for den zone, hvori den regelmæssige gennemgang skal måles og bestemmes i overensstemmelse med punkt 9.1.2.2 i dette bilag.
                           
                        
            6.1.3.   Fremgangsmåde
      Kontroller koefficienten for den regelmæssige lysgennemgang gennem tre prøveemner før belysningen og ifølge den fremgangsmåde, der er fastsat i punkt 9.1.1 — 9.1.2 i nærværende bilag. En del af hvert prøveemne beskyttes mod strålerne, hvorefter prøveemnerne anbringes i prøveapparaturet med længderetningen parallelt med lampens akse og i en afstand af 230 mm fra denne akse. Prøveemnernes temperatur holdes på 45 oC ± 5 oC under hele prøven.
      Anbring den flade på det enkelte prøveemne, der repræsenterer køretøjets yderside, foran lampen. For den i 6.1.1.1 definerede lampetype skal belysningstiden være 100 timer. Efter belysningen måles den regelmæssige lysgennemgangskoefficient på ny på den belyste flade af hvert prøveemne.
      6.1.4.   Hvert prøveemne eller prøveeksemplar (i alt tre) udsættes i overensstemmelse med ovennævnte fremgangsmåde for en lyspåvirkning, således at bestrålingen på hvert punkt af prøveemnet eller prøveeksemplaret frembringer den samme effekt på det benyttede mellemlæg som den, der frembringes af en solbestråling på 1 400 W/m2 i 100 timer.
      6.2.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      
                   
               
               
                  Farveløst
               
               
                  Tonet
               
            
                  Farvning af glasset
               
               
                  2
               
               
                  1
               
            
                  Farvning af mellemlægget
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            De øvrige sekundære kendetegn tages ikke i betragtning.
      6.3.   Fortolkning af resultater
      
                  6.3.1.
               
               
                  Lyspåvirkningsprøven anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              6.3.1.1.
                           
                           
                              Den samlede gennemgangsfaktor for lyset, idet gennemgangen måles i overensstemmelse med punkt 9.1.1-9.1.2 i nærværende bilag, falder ikke til under 95 % af udgangsværdien inden bestrålingen og falder ikke under nogen omstændigheder:
                              
                                          6.3.1.1.1.
                                       
                                       
                                          under 70 % for andre ruder end forruderne, der skal opfylde forskrifterne vedrørende førerens synsfelt i alle retninger
                                       
                                    
                                          6.3.1.1.2.
                                       
                                       
                                          under 70 % for forruderne i den zone, hvor den regelmæssige lysgennemgang skal måles, således som den er defineret i punkt 9.1.2.2 nedenfor.
                                       
                                    
                        
                              6.3.1.2.
                           
                           
                              Der kan imidlertid vise sig en let farvning, når prøveemnet eller prøveeksemplaret undersøges på hvid baggrund efter bestråling, men der må ikke vise sig nogen andre fejl.
                           
                        
            
                  6.3.2.
               
               
                  En serie prøveemner eller -eksemplarer, der fremstilles til godkendelse, betragtes som tilfredsstillende med hensyn til lyspåvirkningsprøven, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              6.3.2.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger giver et tilfredsstillende resultat
                           
                        
                              6.3.2.2.
                           
                           
                              Én prøve giver et negativt resultat, men en ny serie prøver på en ny serie prøveemner eller prøver giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            6.4.   Prøvning for vejrbestandighed
      6.4.1.   Prøvningsmetode
      6.4.1.1.   Udstyr
      6.4.1.1.1.   Langbue-xenonlygte
      I eksponeringsudstyret (3) skal som strålekilde benyttes en langbue-xenonlygte, men andre metoder, der medfører et tilsvarende eksponeringsniveau af ultraviolette stråler, tillades. Langbue-xenonlygten har den fordel, at den, ved korrekt filtrering og vedligeholdelse, kan frembringe det spektrum, der kommer tættest på naturligt sollys. I den forbindelse skal xenon-quartzbrænderrøret monteres med passende optiske borosilikatglasfiltre (4). De anvendte xenonlygter skal drives af en passende 50 eller 60 Hz strømforsyning, passende reaktanstransformatorer og elektrisk udstyr.
      Eksponeringsapparatet skal omfatte det udstyr, som er nødvendigt til måling og/eller kontrol af følgende:
      
                  —
               
               
                  strålingsintensitet
               
            
                  —
               
               
                  sortlegemetemperatur
               
            
                  —
               
               
                  vandbesprøjtning
               
            
                  —
               
               
                  driftsplan eller -cyklus.
               
            Eksponeringsapparatet skal være lavet af inert materiale, som ikke kontaminerer det vand, der anvendes ved prøvningen.
      Strålingsintensiteten måles ved prøveemnets overflade og kontrolleres i overensstemmelse med anvisningerne fra fabrikanten af eksponeringsapparatet.
      Den samlede ultraviolette (5) stråleeksponering (joule pr. kvadratmeter) måles eller beregnes og skal betragtes som primær måleværdi for prøveemnets eksponering.
      6.4.1.2.   Prøveemner
      Prøveemnets mål skal normalt være de for den relevante prøvningsmetode foreskrevne for de(n) egenskab(er), der skal måles efter eksponering.
      Antallet af kontrol– og prøveemner for hver prøvningsbetingelse eller eksponeringsstadium skal bestemmes foruden dem, som kræves til visuel evaluering i henhold til prøvemetoderne.
      Det anbefales, at visuelle evalueringer udføres på det største antal prøvede emner.
      6.4.1.3.   Fremgangsmåde
      Måling i overensstemmelse med punkt 9.1 i dette bilag af lysgennemgangen for de prøveemner, der skal eksponeres. Måling i overensstemmelse med punkt 4 i dette bilag af modstandsdygtighed over for overfladeslid på kontrolemnerne. Anbring den flade på det enkelte prøveemne, der repræsenterer rudens yderside på køretøjet, foran lampen. Andre forhold vedrørende eksponeringen skal være således:
      
                  6.4.1.3.1.
               
               
                  Strålingen må ikke variere mere end ± 10 % i hele prøveemnets område.
               
            
                  6.4.1.3.2.
               
               
                  Med passende intervaller renses lygtefiltrene med rengøringsmiddel og vand. Xenonbuefiltre udskiftes i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.
               
            
                  6.4.1.3.3.
               
               
                  Temperaturen inden i eksponeringsapparatet under den tørre del af cyklussen skal styres ved hjælp af cirkulation af tilstrækkelig luft til at fastholde en konstant sortlegemetemperatur.
                  I eksponeringsapparatet med xenonbuen skal denne temperatur være 70 ± 3 oC som angivet af et termometer til sortlegemestråling eller tilsvarende.
                  Termometeret monteres i prøveemneholderen, og der foretages aflæsninger i de punkter, hvor der forekommer maksimal varmeudvikling pga. lyseksponeringen.
               
            
                  6.4.1.3.4.
               
               
                  Den relative fugtighed inden i eksponeringsapparatet fastholdes på 50 ± 5 % under cyklussens tørre dele.
               
            
                  6.4.1.3.5.
               
               
                  Det afioniserede vand, der anvendes i besprøjtningscyklusen, skal indeholde mindre end 1 ppm fast siliciumdioxid og må ikke efterlade blivende aflejring eller rester på prøveemnerne, som kan påvirke de efterfølgende målinger.
               
            
                  6.4.1.3.6.
               
               
                  Vandets pH skal være mellem 6,0 og 8,0 og ledningsevnen under 5 mikrosiemens.
               
            
                  6.4.1.3.7.
               
               
                  Vandtemperaturen i det rør, hvor vandet ledes ind i eksponeringsapparatet, skal være rumtemperatur.
               
            
                  6.4.1.3.8.
               
               
                  Vandet skal rettes mod prøveemnerne i form af en fin forstøvning, der har en tilstrækkelig volumen til at sikre en ensartet vædning af prøveemnerne i det øjeblik de rammes.
                  Vandbesprøjtningen rettes kun mod den overflade på prøveemnet, der vender mod lyskilden. Der tillades ingen recirkulation af vandet til besprøjtning eller nedsænkning af prøveemner i vandet.
               
            
                  6.4.1.3.9.
               
               
                  Prøvemnerne roteres omkring buen for at sikre en ensartet lysfordeling. Alle positioner i eksponeringsapparatet skal fyldes med prøveemner eller surrogater for at sikre, at der fastholdes en ensartet temperaturfordeling. Prøveemnerne skal fastholdes i rammer, idet bagsiden eksponeres for prøvekammermiljøet. Tilbagekastninger fra kammeret vægge må dog ikke ramme prøveemnernes bagside. Om nødvendigt kan prøveemnernes bagside tildækkes for at blokere sådanne tilbagekastninger, forudsat at dette ikke hindrer den frie luftcirkulation på prøveemnets overflade.
               
            
                  6.4.1.3.10.
               
               
                  Eksponeringsapparatet betjenes, således at der sikres kontinuerligt lys og periodisk tilbagevendende vandbesprøjtning i cyklusser af 2 timers varighed. Hver 2-timers-cyklus opdeles i perioder, hvor prøveemnerne eksponeres for lys uden vandbesprøjtning i 102 minutter og for lys med vandbesprøjtning i 18 minutter.
               
            6.4.1.4.   Evaluering
      Efter eksponering må prøveemnerne rengøres, om nødvendigt efter en af fabrikanten anbefalet fremgangsmåde, for at fjerne eventuelle rester.
      De eksponerede prøveemner evalueres visuelt for følgende egenskaber:
      
                  —
               
               
                  bobler
               
            
                  —
               
               
                  farve
               
            
                  —
               
               
                  dæmpning af udsyn
               
            
                  —
               
               
                  nævneværdig nedbrydning.
               
            Lysgennemgangen for de eksponerede prøver måles.
      6.4.1.5.   Prøveresultaternes udtryk
      De visuelle evalueringer af de eksponerede prøveemner rapporteres, idet udseendet for hver enkelt sammenlignes med de ueksponerede kontrolemner.
      Den målte regelmæssige lysgennemgang må ikke afvige mere end 5 % fra den oprindelige prøvning af ueksponerede prøveemner og må ikke komme under:
      70 % for forruder og andre ruder, som anvendes i en placering af betydning for sigtbarheden under kørsel.
      7.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR FUGT
      7.1.   Fremgangsmåde
      Tre prøveeksemplarer eller tre kvadratiske prøveemner på mindst 300×300 mm anbringes vertikalt i to uger i en lukket beholder, hvor temperaturen holdes på 50 ± 2 oC og den relative fugtighed på 95 ± 4 %. Hvis der er tale om stive plastruder eller stive dobbeltplastruder, skal der anvendes 10 prøveksemplarer.
      Prøveemnerne forberedes således, at:
      
                  —
               
               
                  mindst én kant på prøveemnerne falder sammen med en oprindelig kant på glasruden
               
            
                  —
               
               
                  såfremt flere prøveemner prøves på samme tid, skal der være et tilstrækkeligt mellemrummellem hvert af prøveemnerne.
               
            Der træffes forholdsregler til at forhindre, at kondensat, der dannes på prøvebeholderens vægge og loft, rammer prøveemnerne.
      7.2.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      
                   
               
               
                  Farveløst
               
               
                  Tonet
               
            
                  Farvning af mellemlægget
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            De øvrige sekundære kendetegn tages ikke i betragtning.
      7.3.   Fortolkning af resultater
      
                  7.3.1.
               
               
                  Sikkerhedsruden anses for tilfredsstillende med hensyn til modstandsdygtigheden over for fugt, såfremt der ikke observeres nogen væsentlig ændring mere end 10 mm fra de ikke-afskårne kanter og mere end 15 mm fra de afskårne kanter efter et ophold på to timer i den omgivende luft for så vidt angår almindelige og behandlede laminerede ruder, og efter et ophold på 48 timer i den omgivende luft for så vidt angår ruder beklædt med plastmateriale samt plexiglas.
               
            
                  7.3.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der fremstilles til godkendelse, betragtes som tilfredsstillende med hensyn til modstandsdygtighed over for fugt, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              7.3.2.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger giver et tilfredsstillende resultat
                           
                        
                              7.3.2.2.
                           
                           
                              En prøvning har givet et negativt resultat, men en ny serie prøvninger udført på en ny serie prøveeksemplarer giver positive resultater.
                           
                        
            8.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR TEMPERATURÆNDRINGER
      8.1.   Prøvningsmetode
      To prøveemner på 300 mm×300 mm anbringes i en beholder ved en temperatur på -40 oC ± 5 oC i 6 timer; de anbringes derefter i fri luft ved en temperatur på 23 oC ± 2 oC i en time eller indtil det tidspunkt, hvor prøveemnerne når en ligevægtstemperatur. Derefter anbringes de i cirkulerende luft ved en temperatur på 72 oC ± 2 oC i 3 timer. Prøveemnerne undersøges efter igen at have været anbragt i fri luft ved 23 oC ± 2 oC og nedkølet til denne temperatur.
      8.2.   Vanskelighedsindseks for de sekundære kendetegn
      
                   
               
               
                  Farveløst
               
               
                  Tonet
               
            
                  Farvning af mellemlægget eller af plastikbeklædningen
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            De øvrige sekundære kendetegn tages ikke i betragtning.
      8.3   Fortolkning af resultater
      Prøvningen af modstandsdygtigheden over for temperaturændringer anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, hvis prøverne ikke udviser tegn på krakelering, uklarheder, delaminering eller anden indlysende forringelse.
      9.   OPTISKE EGENSKABER
      9.1.   Prøvning af lysgennemgang
      9.1.1.   Udstyr
      9.1.1.1.   Lyskilde bestående af en glødelampe, hvis glødetråd ligger i en volumen af form som et parallelepipedum på 1,5 mm × 1,5 mm × 3 mm. Spændingen på pærens glødetråd skal være således, at dens farvetemperatur er 2 856 ± 50 K. Denne spænding skal stabiliseres ved ± 1/1 000. Måleapparatet til kontrol af spændingen skal være tilstrækkelig nøjagtigt til dette formål.
      9.1.1.2.   Optisk system bestående af en linse med en brændvidde, f, på mindst 500 mm og korrigeret for kromatisk aberration. Den fulde linseåbning må ikke overstige f/20. Afstanden mellem linsen og lyskilden reguleres således, at der opnås et omtrent parallelt strålebundt. Der anbringes en blænder til at begrænse strålebundtets diameter til 7 mm ± 1 mm. Denne blænder skal anbringes i en afstand af 100 mm ± 50 mm fra linsen på modsat side af lyskilden. Målepunktet skal ligge midt i strålebundtet.
      9.1.1.3.   Måleapparat
      Modtageren skal have en relativ spektral følsomhed svarende til CIE's (6) relative spektrale lysvirkning for det fotoptiske billede. Modtagerens følsomme flade skal være dækket af en spreder og skal være mindst to gange tværsnittet af det strålebundt, som udsendes af det optiske system. Hvis der anvendes en integrationskugle, skal kuglens åbning være mindst to gange tværsnittet af det parallelle strålebundt.
      Enheden modtager/måleapparat skal have en linearitet, der er bedre end 2 % i skalaens nyttedel.
      Modtageren skal være centreret på strålebundtets akse.
      9.1.2.   Fremgangsmåde
      Målesystemets følsomhed skal justeres således, at apparatet til måling af modtagerens reaktion viser 100 delestreger, når sikkerhedsruden ikke er anbragt i lysbanen. Når modtageren ikke modtager noget lys, skal apparatet vise 0.
      Sikkerhedsruden skal anbringes i en afstand fra modtageren på fem gange modtagerens diameter. Sikkerhedsruden skal anbringes mellem blænderen og modtageren: den skal orienteres således, at strålebundtets indfaldsvinkel er 0 ± 5°. Den regelmæssige lysgennemgangsfaktor måles på sikkerhedsruden; for hvert af de målte punkter aflæses antallet af skalaenheder, n, på måleapparatet. Den regelmæssige gennemgangskoefficient τr er lig med n/100.
      9.1.2.1.   Når det drejer sig om forruder, kan der anvendes to prøvemetoder, nemlig enten et prøveemne, der er udskåret af den mest plane del af forruden, eller et specielt tilvirket kvadratisk stykke, der med hensyn til materiale og tykkelse har samme kendetegn som en forrude, idet målingerne udføres vinkelret på ruden.
      9.1.2.2.   For forruder til køretøjer i klasse M1 (7)
      
      udføres prøvningen i prøveområde B, som er defineret i bilag 18, punkt 2.3 med undtagelse af eventuelle områder med uigennemsigtig solskærm, som indvirker herpå.
      For så vidt angår forruder til køretøjer i klasse N1 kan fabrikanten anmode om, at den samme prøvning udføres enten i prøveområde B som defineret i bilag 18, punkt 2.3 med undtagelse af eventuelle områder med uigennemsigtig solskærm, som indvirker herpå, eller i zone I som defineret i punkt 9.2.5.2.3 i dette bilag.
      For forruder til andre køretøjsklasser udføres prøvningen i zone I som defineret i punkt 9.2.5.2.3 i dette bilag.
      For landbrugs- og skovbrugstraktorer og køretøjer til bygge- og anlægsvirksomhed, hvor det ikke er muligt at bestemme zone I, udføres prøvningen i zone I' dog som omhandlet i punkt 9.2.5.3 i dette bilag.
      9.1.3.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      
                   
               
               
                  Farveløst
               
               
                  Tonet
               
            
                  Farvning af glasset
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            
                  Farvning af mellemlægget (for laminerede forruder)
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            
         
      
                   
               
               
                  ikke omfattet
               
               
                  omfattet
               
            
                  Solfilterfilm og/eller uigennemsigtig solskærm
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            De øvrige sekundære kendetegn tages ikke i betragtning.
      9.1.4.   Fortolkning af resultater
      Den regelmæssige lysgennemgang måles i overensstemmelse med punkt 9.1.2 i dette bilag og resultatet registreres. Ved forruder må den ikke være under 70 %. For andre ruder end forruder er kravene angivet i bilag 21.
      9.2.   Prøvning af den optiske forvrængning
      9.2.1.   Anvendelsesområde
      Den anførte metode er en projektionsmetode, der giver mulighed for at vurdere den optiske forvrængning for en sikkerhedsrude.
      9.2.1.1.   Definitioner
      
                  9.2.1.1.1.
               
               
                  Optisk afbøjning: Vinkel som den tilsyneladende retning danner med den sande retning for et punkt set gennem sikkerhedsruden. Værdien af denne vinkel er funktion af indfaldsvinkelen for synskredsen, rudens tykkelse og hældning samt krumningsradius på indfaldspunktet.
               
            
                  9.2.1.1.2.
               
               
                  Optisk forvrængning i en retning M-M': Algebraisk vinkelafbøjningsforskel Δα målt mellem to punkter M og M′ på glasrudens overflade, der har en sådan afstand, at deres projektioner i et plan vinkelret på observationsretningen ligger i en afstand med en fast værdi Δx (se fig. 6).
                  En afbøjning mod urets retning betegnes som positiv og en afbøjning med urets retning som negativ.
               
            
                  9.2.1.1.3.
               
               
                  Optisk forvrængning i punkt M: Den maksimale optiske forvrængning for alle retninger MM' fra punkt M.
                  
                     Figur 6
                  
                  
                     Skematisk fremstilling af forvrængningen
                  
                  
                     
                  BEMÆRK:
                  
                              Δα = α1 – α2, dvs.
                           
                           
                              den optiske forvrængning i retningen MM′.
                           
                        
                              Δx = MCdvs.
                           
                           
                              afstanden mellem de to lige linjer parallelt med observationsretningen og gennem punkterne M og M'.
                           
                        
            9.2.1.2.   Udstyr
      Denne metode består i at projicere et egnet diapositiv (prøvemønster) op på en skærm gennem den sikkerhedsrude, der prøves. Ændringen af formen af det projicerede billede, forårsaget af indsættelse af ruden i lysets bane, giver et mål for den optiske forvrængning.
      Udstyret består af følgende dele, der opstilles som vist i fig. 9.
      
                  9.2.1.2.1.
               
               
                  Projektor af god kvalitet med en punktuel lyskilde med stor lysstyrke og med f.eks. følgende karakteristika:
                  
                               
                           
                           
                              brændvidde på mindst 90 mm
                           
                        
                               
                           
                           
                              åbning på ca. 1/2,5
                           
                        
                               
                           
                           
                              150 W halogenkvartslampe (ved anvendelse uden filter)
                           
                        
                               
                           
                           
                              250 W halogenkvartslampe (ved anvendelse af et grønt filter).
                           
                        Projiceringsanordningen er skematisk gengivet i figur 7. En blænder med en diameter på 8 mm skal være anbragt ca. 10 mm fra objektivlinsen.
                  
                     Figur 7
                  
                  
                     Optisk opstilling af projektoren
                  
                  
                     
               
            
                  9.2.1.2.2.
               
               
                  Diapositiver (prøvemønstre) bestående af f.eks. et mønster af lyse cirkler på mørk baggrund (se figur 8). Diapositiverne skal være af høj kvalitet og med god kontrast, således at der kan udføres målinger med en fejlmargin på mindre end 5 %.
                  Når den rude, der skal underkastes prøvning, ikke er opstillet, skal cirklernes dimensioner være således, at de, når de projiceres, danner et mønster af cirkler på skærmen med diameteren
                  
                     , hvor Δx = 4 mm (jf. figur 6 og 9).
                  
                     Figur 8
                  
                  
                     Forstørret del af diapositivet
                  
                  
                     
                  
                     Figur 9
                  
                  
                     Opstilling af udstyret til prøvning af optisk forvrængning
                  
                  
                     
                  
                              R1
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              4 m
                           
                        
                              R2
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              2 à 4 m (4 m foretrukket)
                           
                        
            
                  9.2.1.2.3.
               
               
                  Stativ, helst af en type, der tillader lodrette og vandrette bevægelser samt en rotation af sikkerhedsruden.
               
            
                  9.2.1.2.4.
               
               
                  Kontrolskabelon til måling af dimensionsændringer, såfremt en hurtig beregning er ønsket. En passende form er vist i figur 10.
                  
                     Figur 10
                  
                  
                     Eksempel på passende kontrolskabelon
                  
                  
                     
               
            9.2.1.3.   Fremgangsmåde
      9.2.1.3.1.   Generelt
      Anbring sikkerhedsruden på stativet (punkt 9.2.1.2.3) i den anførte hældningsvinkel. Projicer prøvediapositivet gennem den overflade, der skal undersøges. Drej ruden eller flyt den enten horisontalt eller vertikalt med henblik på undersøgelse af hele den specificerede flade.
      9.2.1.3.2.   Beregning ved hjælp af en kontrolskabelon
      Såfremt en hurtig beregning med en fejlmargin på op til 20 % er tilstrækkelig, beregnes værdien A (se figur 10) ud fra grænseværdien ΔαL, for afbøjningsændringen og værdien R2, som er afstanden mellem sikkerhedsruden og projektionsskærmen:
      A = 0,145 ΔαL – R2
      
      Forholdet mellem ændringen i det projicerede billedes diameter, Δd, og ændringen i vinkelafbøjningen, Δα, er givet ved formlen:
      Δd = 0,29 Δα · R2
      
      hvor
      
                  Δ
               
               
                  der udtrykt i millimeter
               
            
                  A
               
               
                  er udtrykt i millimeter
               
            
                  ΔαL
                  
               
               
                  er udtrykt i bueminutter
               
            
                  Δα
               
               
                  er udtrykt i bueminutter
               
            
                  R2
                  
               
               
                  er udtrykt i meter.
               
            9.2.1.3.3.   Måling ved hjælp af fotoelektrisk udstyr
      Når der kræves en nøjagtig måling med en nøjagtighed, der er større end 10 % af grænseværdien, måles værdien Δd på projektionsaksen, idet værdien af det lysende punkts bredde fastsættes i det punkt, hvor luminansen er 0,5 gange spottens maksimale luminans.
      9.2.1.4.   Prøveresultaternes udtryk
      Vurder den optiske forvrængning for sikkerhedsruderne ved måling af Δd på ethvert punkt af overfladen og i alle retninger med henblik på et finde Δd max.
      9.2.1.5.   Anden metode
      Det er desuden tilladt at benytte schlierenmetoden i stedet for projektionsteknikken, forudsat at nøjagtigheden i målingerne i punkt 9.2.1.3.2 og 9.2.1.3.3 bevares.
      9.2.1.6.   Afstanden Δx skal være 4 mm.
      9.2.1.7.   Forruden skal monteres i den hældningsvinkel, der svarer til køretøjets.
      9.2.1.8.   Projektionsaksen i vandret plan skal holdes i en position, der er omtrent vinkelret på forrudens spor i dette plan.
      9.2.2.   Målingerne udføres:
      
                  9.2.2.1.
               
               
                  For køretøjsklasse M1: i prøvningsområde A indtil køretøjets midterplan og i den del af forruden, der er symmetrisk på den denne zone i forhold til køretøjets midterplan, samt i det reducerede prøvningsområde B i overensstemmelse med punkt 2.4 i bilag 18.
               
            
                  9.2.2.2.
               
               
                  For køretøjer i klasse M og N bortset fra M1:
                  
                              a)
                           
                           
                              i zone I som defineret i punkt 9.2.5.2 i dette bilag for køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              enten i zone I som defineret i punkt 9.2.5.2 i dette bilag eller i prøvningsområde A indtil køretøjets midterplan og i den del af forruden, der er symmetrisk på denne zone i forhold til køretøjets midterplan, samt i det reducerede prøvningsområde B i overensstemmelse med punkt 2.4 i bilag 18 for køretøjer i klasse N1.
                           
                        
            
                  9.2.2.3.
               
               
                  For landbrugs- og skovbrugstraktorer og køretøjer til bygge- og anlægsvirksomhed , hvor det ikke er muligt at bestemme zone I, i zone I', som omhandlet i punkt 9.2.5.3 i dette bilag.
               
            
                  9.2.2.4.
               
               
                  Køretøjstype
                  Prøvningen gentages, såfremt forruden skal monteres på en køretøjstype, hvis synsfelt fortil er forskelligt fra synsfeltet på den køretøjstype, for hvilken forruden allerede er godkendt.
               
            9.2.3.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      9.2.3.1.   Materialets art
      
                  Spejlglas
               
               
                  Floatglas
               
               
                  Vinduesglas
               
            
                  1
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            9.2.3.2.   Andre sekundære kendetegn
      De øvrige sekundære kendetegn tages ikke i betragtning.
      9.2.4.   Antal prøveeksemplarer
      Fire prøveeksemplarer underkastes prøvning.
      9.2.5.   Definition af zoner
      
                  9.2.5.1.
               
               
                  Zone A og B for forruder til køretøjer i klasse M1 og N1 er defineret i bilag 18 til dette regulativ.
               
            
                  9.2.5.2.
               
               
                  Zoner for forruder til køretøjer i klasse M og N bortset fra M1 er defineret på grundlag af:
                  
                              9.2.5.2.1.
                           
                           
                              et øjenpunkt, der ligger lodret på førersædets R-punkt og i en afstand af 625 mm over dette punkt i det lodrette plan, der ligger parallelt med midterplanet i længderetningen på det køretøj, som forruden er beregnet til at blive monteret på, og som går gennem rattets akse; øjenpunktet er herunder angivet '0'
                           
                        
                              9.2.5.2.2.
                           
                           
                              en ret linje OQ, som er den vandrette lige linje, der går igennem øjenpunktet og vinkelret på køretøjets midterplan i længderetningen.
                           
                        
                              9.2.5.2.3.
                           
                           
                              Zone I er den forrudezone, der er afgrænset af forrudens skæring med følgende fire planer:
                              
                                          Pl —
                                       
                                       
                                          et lodret plan, som går igennem 0, og som danner en vinkel på 15o mod den venstre del af køretøjets midterplan i længderetningen
                                       
                                    
                                          P2 —
                                       
                                       
                                          et lodret plan, der er symmetrisk med P1 i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen.
                                          Såfremt denne konstruktion ikke er mulig (f.eks. i manglen på et længdesymmetriplan), anvendes som P2 det plan, der er symmetrisk med P1 i forhold til køretøjets længdeplan, der går igennem punkt 0.
                                       
                                    
                                          P3 —
                                       
                                       
                                          et plan, der indeholder den lige linje OQ, og som danner en vinkel på 10° over horisontalplanet
                                       
                                    
                                          P4 —
                                       
                                       
                                          et plan, der indeholder den lige linje OQ, og som danner en vinkel på 8° under horisontalplanet.
                                       
                                    
                        
            
                  9.2.5.3.
               
               
                  For landbrugs- og skovbrugstraktorer og køretøjer til bygge- og anlægsvirksomhed , hvor det ikke er muligt at bestemme zone I, består zone I' af hele forrudens overflade.
               
            9.2.6.   Fortolkning af resultater
      En type forrude betragtes som tilfredsstillende med hensyn til den optiske forvrængning, hvis de fire prøveeksemplarer, der indgives til prøvning, ikke overstiger nedenstående værdier for hver zone:
      
                  Køretøjets klasse
               
               
                  Zone
               
               
                  Maksimumværdier for forvrængning
               
            
                  M1 og N1
               
               
                  A - udvidet jf. Punkt 9.2.2.1
               
               
                  2 bueminutter
               
            
                  B - reduceret jf. punkt 2.4 i bilag 18
               
               
                  6 bueminutter
               
            
                  Andre køretøjer i klasse M og N end M1
               
               
                  I
               
               
                  2 bueminutter
               
            
                  Andre køretøjsklasser
               
               
                  I'
               
               
                  2 bueminutter
               
            
                  9.2.6.1.
               
               
                  På køretøjer i klasse M og N udføres der ingen måling i en 25 mm bred yderzone.
               
            
                  9.2.6.2.
               
               
                  På landbrugs– og skovbrugstraktorer og på køretøjer til bygge- og anlægsvirksomhed udføres der ingen måling i en 100 mm bred yderzone.
               
            
                  9.2.6.3.
               
               
                  I forbindelse med todelte forruder foretages der ingen måling i en stribe på 35 mm fra den kant af ruden, der skal støde op til adskillelsesstolpen.
               
            
                  9.2.6.4.
               
               
                  Der tillades en tolerance på indtil 6 bueminutter i alle dele af zone I eller zone A, der befinder sig mindst 100 mm fra forrudens kant.
               
            
                  9.2.6.5.
               
               
                  Der kan tillades lettere afvigelser fra forskrifterne i det reducerede prøvningsområde B i overensstemmelse med punkt 2.4 i bilag 18, forudsat at de lokaliseres og registreres i rapporten.
               
            9.3.   Prøvning af sekundærbilledets adskillelse
      9.3.1.   Anvendelsesområde
      Der anerkendes to prøvningsmetoder:
      
                   
               
               
                  prøvning med målskive og
               
            
                   
               
               
                  prøvning med kollimator.
               
            Disse prøvningsmetoder kan eventuelt anvendes til godkendelsesprøvning, kvalitetskontrol eller produktevaluering.
      9.3.1.1.   Prøvning med målskive
      9.3.1.1.1.   Udstyr
      Denne metode er baseret på undersøgelse af en belyst målskive gennem sikkerhedsruden. Målskiven kan udformes således, at prøven kan udføres efter en enkel metode med »godkendt, ikke godkendt«.
      Målskiven skal helst være en af følgende typer, nemlig enten:
      
                  a)
               
               
                  en belyst ringformet målskive, hvis udvendige diameter, D, spænder over en vinkel på n bueminutter i et punkt beliggende i en afstand af × meter (figur 11 (a)), eller
               
            
                  b)
               
               
                  en belyst målskive med ring og plet, hvis dimensioner er sådanne, at afstanden D fra et punkt beliggende på kanten af pletten til det punkt, der er nærmest ved ringens indre, spænder over en vinkel på n bueminutter i et punkt beliggende i en afstand af × meter (figur 11b), hvor
                  n = grænseværdien for sekundærbilledseparationen
                  x = afstanden mellem sikkerhedsruden og målskiven (mindst 7 m)
                  D er givet ved formlen: D = x. tg n
               
            Den belyste skive består af en lyskasse med et rumfang på ca. 300 mm × 300 mm × 150 mm, hvis forside nemmest fremstilles af et glas dækket af sort uigennemsigtigt papir eller af mat sort maling.
      Kassen skal være belyst af en egnet lyskilde. Kassens indre skal være dækket af et lag mat hvid maling. Det kan være praktisk at anvende andre former for skiver, som f.eks. den i figur 14 viste. Det er ligeledes muligt at erstatte skiven med en projektionsanordning og undersøge de fremkomne billeder på en skærm.
      9.3.1.1.2.   Fremgangsmåde
      Sikkerhedsruden skal monteres med sin specificerede hældningsvinkel på et passende stativ, således at observationen finder sted i horisontalplanet gående gennem skivens centrum. Observationen af lyskassen skal ske i et mørkt eller halvmørkt lokale. Hver af sikkerhedsrudens dele undersøges for ethvert sekundærbillede i tilknytning til den belyste målskive. Sikkerhedsruden skal være drejet således, at den korrekte observationsretning bevares. Der kan anvendes en lup til denne undersøgelse.
      9.3.1.1.3.   Prøveresultaternes udtryk
      Det bestemmes, om
      cirklens primær - og sekundærbilleder under anvendelse af skive a) (se figur 11a)) adskiller sig, dvs. om grænseværdien for n overskrides, eller
      plettens sekundærbillede under anvendelse af skive b) (se figur 11b)) passerer tangentpunktet med cirklens indre kant, dvs. om grænseværdien for n overskrides.
      
         Figur 11
      
      
         Skivernes dimensioner
      
      
         
      
         Figur 12
      
      
         Opstilling af udstyret
      
      
         
      
         Figur 13
      
      
         Udstyr til prøvning med kollimator
      
      
         
      
                  1)
               
               
                  Pære
               
            
                  2)
               
               
                  Kondensator, åbning > 8,6 mm
               
            
                  3)
               
               
                  Skærm af slebet glas, åbning > kondensatorens åbning
               
            
                  4)
               
               
                  Farvet filter med centralt hul med diameter ca. 0,3 mm, diameter ≥ 8,6 mm
               
            
                  5)
               
               
                  Plade med polarkoordinator, diameter > 8,6 mm
               
            
                  6)
               
               
                  Akromatisk linse, f ≥ 86 mm, åbning = 10 mm
               
            
                  7)
               
               
                  Akromatisk linse, f ≥ 86 mm, åbning = 10 mm
               
            
                  8)
               
               
                  Sort punkt, diameter ca. 0,3 mm
               
            
                  9)
               
               
                  Akromatisk linse, f = 20 mm, åbning ≤ 10 mm
               
            9.3.1.2.   Kollimatorprøve
      Om nødvendigt anvendes den i dette punkt beskrevne procedure.
      9.3.1.2.1.   Udstyr
      Udstyret består at en kollimator og et teleskop og kan gennemføres i henhold til figur 13. Der kan imidlertid anvendes ethvert andet tilsvarende optisk system.
      9.3.1.2.2.   Fremgangsmåde
      Kollimatoren danner uendelig langt borte et billede af et polarkoordinatsystem med et lysende punkt i centrum (se fig. 14).
      I observationsteleskopets brændplan anbringes på den optiske akse et lille mørkt punkt med en diameter lidt større end det projicerede lysende punkts diameter, hvorved det lysende punkt skjules.
      Såfremt et prøveemne med et sekundærbillede anbringes mellem teleskopet og kollimatoren, er et andet lysende punkt med mindre intensitet synligt på en vis afstand i centrum af polarkoordinatsystemet. Sekundærbilledadskillelsen kan siges at være repræsenteret af afstanden mellem de to punkter, der observeres ved hjælp af observationsteleskopet (se figur 14). (Afstanden mellem det sorte punkt og det lysende punkt i centrum af polarkoordinatsystemet repræsenterer den optiske afbøjning).
      9.3.1.2.3.   Prøveresultaternes udtryk
      Sikkerhedsruden undersøges først på en enkel måde for at bestemme, hvilket område der giver det største sekundærbillede. Derefter undersøges dette område ved hjælp af kollimatoren under en passende indfaldsvinkel. Til sidst måles den maksimale sekundærbilledseparation.
      9.3.1.3.   Observationsretningen i det vandrette plan skal holdes omtrent vinkelret på forrudens spor i dette plan.
      9.3.2.   Målingerne udføres efter køretøjsklasse i de i punkt 9.2.2 ovenfor definerede zoner.
      9.3.2.1.   Køretøjstype
      Prøvningen gentages, såfremt forruden skal monteres på en køretøjstype, hvis synsfelt fortil er forskelligt fra synsfeltet på den køretøjstype, for hvilken forruden allerede er godkendt.
      9.3.3.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      9.3.3.1.   Materialets art
      
                  Spejlglas
               
               
                  Floatglas
               
               
                  Vinduesglas
               
            
                  1
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            9.3.3.2.   Andre sekundære kendetegn
      De øvrige sekundære kendetegn tages ikke i betragtning.
      9.3.4.   Antal prøveeksemplarer
      Fire prøveeksemplarer underkastes prøvning.
      
         Figur 14
      
      
         Eksempel på observation i henhold til prøvemetoden med kollimator
      
      
         
      9.3.5.   Fortolkning af resultater
      En type forrude betragtes som tilfredsstillende med hensyn til sekundærbilledseparationen, hvis separationen af primær- og sekundærbilledet på de fire prøveemner, der underkastes prøvning, i hver zone ikke overstiger nedenstående værdier:
      
                  Køretøjets klasse
               
               
                  Område
               
               
                  Maksimumværdi for separation af primær- og sekundærbilledet
               
            
                  M1 og N1
               
               
                  A - udvidet, jf. Punkt 9.2.2.1
               
               
                  15 bueminutter
               
            
                  B - reduceret, jf. punkt 2.4 i bilag 18
               
               
                  25 bueminutter
               
            
                  Andre køretøjer i klasse M og N end M1
               
               
                  I
               
               
                  15 bueminutter
               
            
                  Andre køretøjsklasser
               
               
                  I'
               
               
                  15 bueminutter
               
            
                  9.3.5.1.
               
               
                  På køretøjer i klasse M og N udføres der ingen måling i en 25 mm bred yderzone.
               
            
                  9.3.5.2.
               
               
                  På landbrugs- og skovbrugstraktorer og på køretøjer til bygge- og anlægsvirksomhed udføres der ingen måling i en 100 mm bred yderzone.
               
            
                  9.3.5.3.
               
               
                  I forbindelse med todelte forruder foretages der ingen måling i en stribe på 35 mm fra den kant af glasruden, der skal støde op til adskillelsesstolpen.
               
            
                  9.3.5.4.
               
               
                  Der tillades en tolerance på indtil 25 bueminutter i alle dele af zone I eller zone A, der befinder sig mindst 100 mm fra forrudens kant.
               
            
                  9.3.5.5.
               
               
                  Der kan tillades lettere afvigelser fra forskrifterne i det reducerede prøvningsområde B i overensstemmelse med punkt 2.4 i bilag 18, forudsat at de lokaliseres og registreres i rapporten.
               
            9.4.   Prøvning af farveidentifikation
      Hvis en forrude er tonet i de i punkt 9.2.5.1, 9.2.5.2 eller 9.2.5.3 definerede zoner, kontrolleres det på fire forruder, at nedenstående farver kan identificeres:
      hvid, selektiv gul, rød, grøn, blå, ravfarve.
      10.   BRANDBESTANDIGHEDSPRØVNING
      10.1.   Formål og anvendelsesområde
      Ved hjælp af denne metode er det muligt at bestemme den horisontale forbrændingshastighed af de materialer, der benyttes i motorkøretøjers kabine (f.eks. passagerbiler til privat anvendelse, lastbiler, stationcars, busser), efter at de har været udsat for en lille flamme.
      Metoden giver mulighed for at kontrollere materialer og dele af køretøjers indvendige udstyr enkeltvis eller i kombination op til en tykkelse af 13 mm. Den benyttes til at vurdere, hvor ensartede forskellige produktionspartier af materialerne er med hensyn til forbrændingsegenskaber.
      Eftersom der er stor forskel mellem virkelige situationer i dagligdagen og de nøjagtige prøvebetingelser for denne metode (anvendelse og retning inden i køretøjet, brugsvilkår, flammekilder osv.), kan metoden ikke betragtes som egnet til at vurdere alle forbrændingsegenskaberne på et virkeligt køretøj.
      10.2.   Definitioner
      
                  10.2.1.
               
               
                  Brandhastighed: Kvotient for den brændte afstand, målt i henhold til denne metode ved den tid, som flammen skal bruge til at gennemløbe denne afstand. Udtrykkes i millimeter pr. minut.
               
            
                  10.2.2.
               
               
                  Kompositmateriale: Et materiale bestående af flere lag materialer, der er ens eller forskellige, og som er sammenpresset ved cementering, limning, beklædning, svejsning osv.
                  Hvis enheden frembyder afbrudte flader (f.eks. søm, hyppige svejsepunkter, nitning osv.) , som giver mulighed for udtagning af individuelle prøver i henhold til punkt 10.5, betragtes materialerne ikke som kompositmaterialer.
               
            
                  10.2.3.
               
               
                  Udsat flade: Den flade, der vender ind imod kabinen, når materialet er monteret på køretøjet.
               
            10.3.   Princip
      Et prøveemne anbringes horisontalt på et U-formet stativ og udsættes for en flamme med ringe energi i 15 s i et forbrændingskammer, idet flammen virker på prøveemnets frie kant. Prøvningen giver mulighed for at bestemme om flammen slukkes og hvornår eller den tid, som flammen skal bruge for at gennemløbe en målt afstand.
      10.4.   Udstyr
      10.4.1.   Forbrændingskammer (figur 15) helst af rustfrit stål, med de i figur 16 anførte dimensioner.
      Forsiden på dette kammer har en ildfast observationsrude, som kan dække hele forsiden, og som kan fungere som indgangsluge.
      Kammerets bund er forsynet med ventilationshuller, og i den øverste del er der en udluftningssprække, som går hele vejen rundt. Kammeret hviler på fire fødder, der er 10 mm høje. På en af siderne kan kammeret have en åbning til indføring af den udstyrede prøveholder; på den anden side føres gasslangen ind gennem en åbning. Det smeltede materiale opsamles i en skål (se figur 17), der står på kammerets bund mellem ventilationshullerne uden at tildække disse.
      
         Figur 15
      
      
         Eksempel på forbrændingskammer, med prøveholder og skål
      
      
         
      10.4.2.   Prøvebeholder bestående af to U-formede metalplader eller rammer af korrosionsbestandigt materiale. Dimensionerne fremgår af figur 18.
      Den nederste plade har tapper og den øverste plade tilsvarende udboringer, således at prøveemnet kan fastgøres sikkert. Tapperne tjener ligeledes som målepunkter for begyndelsen og afslutningen af brandafstanden.
      Et stativ, bestående af varmebestandige tråde med en diameter på 0,25 mm udspændt på tværs af prøveholderens nederste plade med mellemrum på 25 mm (se figur 19), skal forefindes.
      Prøveemnets nederste del skal være i en afstand på 178 mm over bundpladen. Afstanden mellem prøveholderens kant og kammerets yderste punkt skal være 22 mm; afstanden mellem prøveholderens langsgående kanter og kammerets sider skal være 50 mm (alle dimensioner målt indvendigt). (Se fig. 15 og 16)
      10.4.3.   Gasbrænder
      Denne lille flammekilde udgøres af en bunsenbrænder med en indvendig diameter på 9,5 mm. Denne anbringes i forbrændingskammeret således, at dysens centrum befinder sig 19 mm under midten af underkanten på prøveemnets åbne side (se figur 16).
      10.4.4.   Prøvegas
      Den gas, som brænderen modtager, skal have en varmeevne på omkring 38 MJ/m3 (f.eks. naturgas).
      10.4.5.   Metalkam, mindst 110 mm lang og med syv eller otte tænder med afrundet spids for hver 25 mm.
      
         Figur 16
      
      
         Eksempel på forbrændingskammer
      
      
         
      
         Figur 17
      
      
         Eksempel på opsamlingsskål
      
      
         
      
         Figur 18
      
      
         Eksempel på prøveholder
      
      
         
      
         Figur 19
      
      
         Eksempel på udsnit af den U-formede ramme, underste del beregnet til udstyring med støttetråde
      
      
         
      10.4.6.   Kronometer med en nøjagtighed på 0,5 sek.
      10.4.7.   Stinkskab
      Forbrændingskammeret kan anbringes i et laboratoriestinkskab, forudsat at dette stinkskabs indvendige volumen er mindst 20 gange, men højest 110 gange større end forbrændingskammerets volumen, og at ingen af dets dimensioner (højde, bredde eller dybde) er større end 2,5 gange en af de to andre.
      Før prøvning måles den vertikale lufthastighed i stinkskabet 100 mm foran og bagved det sted, hvor forbrændingskammeret tænkes anbragt. Den skal være på mellem 0,10 og 0,30 m/sek. for at undgå, at operatøren generes af forbrændingsprodukterne. Det er muligt at anvende et stinkskab med naturlig ventilation med en passende lufthastighed.
      10.5.   Prøveemne
      
      10.5.1.   Form og dimensioner
      Prøveemnets form og dimensioner fremgår af figur 20. Tykkelsen af prøveemnet svarer til tykkelsen af det produkt, der skal prøves. Den må imidlertid ikke overstige 13 mm. Såfremt prøveemnet tillader det, skal dets tværsnit være konstant over hele længden. Såfremt et produkts form og dimensioner ikke tillader udtagning af en prøve af en bestemt dimension, skal følgende mindstedimensioner overholdes:
      
                  a)
               
               
                  for emner med en bredde på mellem 3 og 60 mm, skal længden være 356 mm. I dette tilfælde prøves materialet på produktets bredde
               
            
                  b)
               
               
                  for emner med en bredde på mellem 60 og 100 mm skal længden være mindst 138 mm. I dette tilfælde svarer den mulige forbrændingsafstand til emnets længde, idet målingen begynder ved første målepunkt
               
            
                  c)
               
               
                  emner med en bredde på under 60 mm og en længde på under 356 mm samt emner med en bredde på mellem 60 og 100 mm, men med en længde på under 138 mm, samt emner med en bredde på under 3 mm kan ikke prøves ifølge denne metode.
               
            
         Figur 20
      
      
         Prøveemne
      
      
         
      10.5.2.   Prøveudtagning
      Der skal udtages mindst fem prøver af det materiale, der skal prøves. Når det drejer sig om materialer med forskellige forbrændingshastigheder alt efter materialets retning (hvilket konstateres i indledende forsøg), skal de fem (eller flere) prøveemner udtages og anbringes i prøveapparaturet således, at det bliver muligt at måle den højeste forbrændingshastighed.
      Når materialet leveres afskåret i bestemte bredder, skal der afskæres en længde på mindst 500 mm over hele bredden. Prøverne skal udtages på emnet i en afstand af mindst 100 mm fra materialets kant og med lige store mellemrum.
      Prøverne skal udtages på samme måde på de færdige produkter, hvis produktets form tillader det. Såfremt produktets tykkelse overstiger 13 mm, skal den reduceres til 13 mm ved en mekanisk metode på den modsatte side af den, der vender ind mod førerhuset.
      Kompositmaterialer (se punkt 10.2.2) skal prøves som et ensartet stykke.
      I tilfælde af materialer bestående af flere lag af forskellig sammensætning, der ikke betragtes som kompositmaterialer, skal hvert enkelt lag i en dybde af 13 mm fra den side, der vender ind mod kabinen, prøves særskilt.
      10.5.3.   Konditionering
      Prøveemnerne opbevares i mindst 24 timer og højst syv dage ved en temperatur på 23° ± 2 °C og en relativ luftfugtighed på 50 ± 5 % og skal forblive under disse betingelser indtil umiddelbart før prøvningstidspunktet.
      10.6.   Fremgangsmåde
      
                  10.6.1.
               
               
                  Prøveemner med lodden eller polstret overflade anbringes på en plan flade og redes to gange mod luven med kammen (10.4.5).
               
            
                  10.6.2.
               
               
                  Anbring prøven i prøveholderen (punkt 10.4.2) således at den side, der vender nedad, drejes i retning af flammen.
               
            
                  10.6.3.
               
               
                  Gasflammen indstilles til en højde af 38 mm ved hjælp af det mærke, der er anført på kammeret, idet brænderens luftindtag er lukket. For at stabiliseres skal flammen brænde mindst et minut, inden prøverne indledes.
               
            
                  10.6.4.
               
               
                  Prøveholderen skubbes ind i forbrændingskammeret, således at prøvens ende udsættes for flammen, og 15 sekunder senere afbrydes gastilførslen.
               
            
                  10.6.5.
               
               
                  Målingen af forbrændingstiden starter i det øjeblik, hvor flammens forreste del passerer det første målepunkt. Observer flammens udbredelse på den side, der brænder hurtigst (over- eller underside).
               
            
                  10.6.6.
               
               
                  Målingen af forbrændingstiden afsluttes, når flammen når det sidste målepunkt, eller når flammen slukkes, før den når dette punkt. Såfremt flammen ikke når det sidste målepunkt, måles den brændte afstand indtil det punkt, hvor flammen slukkes. Den brændte afstand er den opløste del af prøveemnet, ødelagt på overfladen eller indvendigt af forbrændingen.
               
            
                  10.6.7.
               
               
                  Såfremt prøveemnet ikke antændes, eller såfremt det ikke fortsætter med at brænde efter at brænderen er slukket, eller såfremt flammen endog slukkes, inden den har nået det første målepunkt, således at det ikke er muligt at måle en forbrændingsperiode, anføres det i prøverapporten, at forbrændingshastigheden er 0 mm/minut.
               
            
                  10.6.8.
               
               
                  Under en serie prøvninger eller ved gentagne prøvninger skal man sikre sig, at forbrændingskammeret og prøveholderen har en maksimal temperatur på 30 oC, inden prøvningen indledes.
               
            10.7.   Beregninger
      Forbrændingshastigheden, B, i mm pr. minut er givet ved formlen:
      B = s/t × 60
      hvor
      
                   
               
               
                  s = længden i millimeter af den brændte afstand
               
            
                   
               
               
                  t = forbrændingens varighed i sekunder for afstanden s.
               
            10.8.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen sekundære kendetegn tages i betragtning.
      10.9.   Fortolkning af resultater
      
                  10.9.1.
               
               
                  Sikkerhedsruden beklædt med plastmateriale (punkt 2.3 i dette regulativ) og sikkerhedsruden af plexiglas (punkt 2.4) anses for tilfredsstillende med hensyn til brandbestandighed, såfremt forbrændingshastigheden ikke overstiger 250 mm/minut.
               
            
                  10.9.2
               
               
                  Stive plastruder (punkt 2.5.1 i dette regulativ), fleksible plastruder (punkt 2.5.2 i dette regulativ) og stive dobbeltruder i plast anses for tilfredsstillende med hensyn til brandbestandighed, såfremt forbrændingshastigheden ikke overstiger 110 mm/minut.
               
            11.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHEDEN OVER FOR KEMISKE STOFFER
      11.1.   Kemikalier til brug ved prøvningen
      
                  11.1.1.
               
               
                  Ikke-slibende sæbeopløsning: 1 vægtprocent af kaliumoleat i afioniseret vand.
               
            
                  11.1.2.
               
               
                  Rensemiddel til ruder: vandopløsning af isopropanol og dipropylenglykolmonomethylæter, hver i en koncentration på mellem 5 og 10 vægtprocent og af ammoniumhydroxid i en koncentration på mellem 1 og 5 vægtprocent.
               
            
                  11.1.3.
               
               
                  Ufortyndet denatureret alkohol: 1 volumendel methylalkohol i 10 volumendele ethylalkohol.
               
            
                  11.1.4.
               
               
                  Benzin eller tilsvarende referencebenzin: en blanding på 50 volumenprocent toluen, 30 volumenprocent 2,2,4-trimethypentan, 15 volumenprocent 2,4,4 trimethyl-1-penten og 5 volumenprocent ethylalkohol:
                  N.B. Sammensætningen af den anvendte benzin skal angives i prøvningsrapporten.
               
            
                  11.1.5.
               
               
                  Referencekerosen: en blanding af 50 volumenprocent n-oktan og 50 volumenprocent n-decan.
               
            11.2.   Prøvningsmetode
      11.2.1.   Nedsænkningsprøvning
      To prøveemner på 180 mm × 25 mm underkastes prøvning med hver af de i punkt 11.1 ovenfor anførte kemiske stoffer, idet der benyttes et nyt prøveemne til hver prøvning og hvert rengøringsprodukt.
      Før hver prøve rengøres prøveemnerne efter fabrikantens forskrifter og konditioneres i 48 timer ved en temperatur på 23 °C ± 2 °C og en relativ luftfugtighed på 50 ± 5 %. Disse betingelser bibeholdes under prøvningerne.
      Prøveemnerne nedsænkes fuldstændigt i prøvevæsken, holdes nedsænket i et minut, trækkes op og tørres straks med en ren, absorberende bomuldsklud.
      11.2.2.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      
                   
               
               
                  Farveløst
               
               
                  Tonet
               
            
                  Farvning afmellemlægget eller af plastbeklædning
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            De øvrige sekundære kendetegn tages ikke i betragtning.
      11.2.3.   Fortolkning af resultater
      
                  11.2.3.1.
               
               
                  Prøven for modstandsdygtigheden over for kemiske stoffer anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis prøveemnet ikke viser tegn på blødgøring, klæbrighed, krakelering eller tilsyneladende tab af gennemsigtighed.
               
            
                  11.2.3.2.
               
               
                  En serie prøveemner betragtes som tilfredsstillende med hensyn til prøven for modstandsdygtigheden over for kemiske stoffer, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              11.2.3.2.1.
                           
                           
                              alle prøvningerne har givet et tilfredsstillende resultat
                           
                        
                              11.2.3.2.2.
                           
                           
                              en prøvning har givet et negativt resultat, men en ny serie prøvninger foretaget på en ny serie prøveemner har givet positive resultater.
                           
                        
            11.2.4.   Fremgangsmåde ved prøvning under belastning
      
                  11.2.4.1.
               
               
                  Prøveemnet anbringes som en vandret løftestand således, at det i hele bredden hviler på en skarp kant (støttepunkt), som er placeret 51 mm fra den fastholdte ende. Ved den frie ende af prøveemnet anbringes et lod i en afstand af 102 mm fra omdrejningspunktet som vist i figur 21 nedenfor:
                  
                     Figur 21
                  
                  
                     Metode til anbringelse af prøveemne
                  
                  
                     
               
            
                  11.2.4.2.
               
               
                  Loddets masse skal være 28,7 t2 g, hvor t = prøveemnets tykkelse i mm. Den resulterende belastning af de ydre fibre i prøveemnet er ca. 6,9 MPa.
                  Eksempel: For et 3 mm tykt prøveemne, som er placeret vandret mellem en nedadvendende fastgjort kant og kanten af det opadvendende støttepunkt adskilt af 51 mm, skal den påførte belastning i nedadgående retning 102 mm fra støttepunktet være 258 g.
               
            
                  11.2.4.3.
               
               
                  Mens prøveemnet er under belastning, påføres en af de foreskrevne kemikalier ved prøveemnets øverste overflade over støttepunktet. Kemikaliet påføres med en blød 13 mm bred børste, som vædes før hvert strøg. Der kræves 10 enkelte strøg med 1 sekunds mellemrum langs prøveemnets bredde, idet enden og kanterne undgås (se figur 22).
                  
                     Figur 22
                  
                  
                     Metode til påførelse af kemikalier på prøveemnet
                  
                  
                     
               
            11.2.5.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      
                   
               
               
                  Farveløst
               
               
                  Tonet
               
            
                  Farvning af plast-beklædning eller plastrude
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            De øvrige sekundære kendetegn tages ikke i betragtning.
      11.2.6.   Fortolkning af resultater
      
                  11.2.6.1.
               
               
                  Prøven af modstandsdygtigheden over for kemiske stoffer anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis prøveemnet ikke viser tegn på blødgøring, klæbrighed, krakelering eller tilsyneladende tab af gennemsigtighed.
               
            
                  11.2.6.2.
               
               
                  En serie prøveemner betragtes som tilfredsstillende med hensyn til prøven for modstandsdygtigheden over for kemiske stoffer, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              11.2.6.2.1.
                           
                           
                              alle prøvningerne har givet et tilfredsstillende resultat
                           
                        
                              11.2.6.2.2.
                           
                           
                              en prøvning har givet et negativt resultat, men en ny serie prøvninger foretaget på en ny serie prøveemner har givet positive resultater.
                           
                        
            12.   FLEKSIBILITETS- OG FOLDNINGSPRØVNING
      12.1.   Anvendelsesområde
      Ved hjælp af denne prøvning skal det bestemmes, om et plastmateriale skal klassificeres som stift eller fleksibelt.
      12.2.   Prøvningsmetode
      Fra materialet af den nominelle tykkelse udskæres en rektangulær, flad prøve med målene 300 mm i længden og 25 mm i bredden, som fastgøres vandret i en klemmeanordning, således at 275 mm af prøvens længde rager frit ud over anordningen. Denne frie ende understøttes vandret af en passende anordning, indtil prøvningen påbegyndes. 60 sekunder efter fjernelse af denne støtte angives den lodrette afvigelse af den frie ende i mm. Hvis denne afvigelse overskrider 50 mm, udføres en 180° foldningsprøve efterfølgende. Prøveemnet foldes præcist, hvorefter det foldes omkring et 0,5 mm tykt stykke plademetal, således at der fastholdes tæt kontakt til dette på begge sider.
      12.3.   Prøvningsbetingelser
      
                  —
               
               
                  :
               
               
                  Temperatur
               
               
                  :
               
               
                  20 oC ± 2 oC
               
            
                  —
               
               
                  :
               
               
                  Relativ fugtighed
               
               
                  :
               
               
                  60 % ± 5 %
               
            12.4.   Forskrifter
      Den lodrette afvigelse skal være over 50 mm for fleksible plastmaterialer og 10 sekunder efter en bøjeprøvning på 180°, må materialet ikke udvise tegn på brud ved bøjningspunktet (se figur 23).
      13.   KRYDSSKÆRINGSPRØVNING
      13.1   Anvendelsesområde
      Denne prøvning er en enkel metode til bestemmelse af beklædningers vedhæftning til den underliggende overflade. Den muliggør evaluering af skørhed og styrkemæssige egenskaber.
      13.2.   Udstyr
      Skæreværktøj med seks blade placeret med 1 mm afstand. Et forstørrelsesglas med en dobbelt forstørrelse til undersøgelse af det krydsskårne prøveemne (se figur 24).
      
         Figur 23
      
      
         Prøveopstilling
      
      
         
      
         Figur 24
      
      
         Værktøj med seks blade
      
      
         
      13.3.   Prøvningsmetode
      Gennem beklædningen på underoverfladen skæres et mønster med 6 snit vinkelret på et andet snit, således at der fremkommer et gitter med 25 firkanter (gittersnit).
      Skæreværktøjet trækkes jævnt med en hastighed på 2-5 cm/s, således at snittene når underoverfladen, men ikke skærer for dybt.
      Snittet udføres således, at de to styreblade yderst på apparatet berører overfladen på ensartet vis. Efter prøvningen undersøges snittene med forstørrelsesglas for at kontrollere, om de når underoverfladen. Prøvningen udføres mindst to forskellige steder på prøveemnet. Når snittene er foretaget, børstes de 5 gange med let tryk i begge diagonale retninger med en håndbørste med polyamidbørster.
      13.4.   Fortolkning af resultater
      Gittersnittene undersøges med et forstørrelsesglas. Hvis skæringskanterne er helt glatte, og ingen del af beklædningen er gået løs, gives krydsskæringsværdien Gt0. Hvis små brudstykker er gået løs ved snittenes skæringspunkter på ca. 5 % af gitterarealet, udgør krydsskæringsværdien Gt1.
      Større områder med løsrivning vurderes fra Gt2 til Gt5.
      
                  KRYDSSKÆRINGSVÆRDI
               
               
                  AFREVET OMRÅDE PÅ GITTEROMRÅDET
               
            
                  Gt2
               
               
                  mellem 5 og 15 %
               
            
                  Gt3
               
               
                  mellem 15 og 35 %
               
            
                  Gt4
               
               
                  mellem 35 og 65 %
               
            
                  Gt5
               
               
                  over 65 %
               
            
         (1)  En anordning af denne type fremstilles af Teledyne Taber (USA).
      
         (2)  Ruller af denne type fremstilles af Teledyne Taber (USA).
      
         (3)  Som f.eks. serierne Atlas Ci, Heraeus Xenotest eller Suga WEL-X.
      
         (4)  Som f.eks. Corning 7 740 Pyrex eller Heraeus Suprax.
      
         (5)  Ved »samlet ultraviolet« forstås al bestråling med en bølgelængde på mindre en 400 nm.
      
         (6)  Den internationale belysningskommission.
      
         (7)  Som defineret i bilag 7 til den konsoliderede resolution om køretøjers konstruktion (R.E.3), (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, senest ændret ved Amend. 4).
   
   
      BILAG 4
      
         FORRUDER AF HÆRDET GLAS
      
      1.   DEFINITION AF TYPEN
      Forruder af hærdet glas anses for at tilhøre forskellige typer, hvis de er forskellige med hensyn til mindst ét af nedenstående primære eller sekundære kendetegn.
      
                  1.1.
               
               
                  De primære kendetegn er:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              Fabriks- eller varemærke
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              Form og dimensioner.
                              Forruder af hærdet glas betragtes opdeles i to grupper for så vidt angår prøvningerne vedrørende brud og mekaniske egenskaber:
                              
                                          1.1.2.1.
                                       
                                       
                                          plane forruder og
                                       
                                    
                                          1.1.2.2.
                                       
                                       
                                          buede forruder.
                                       
                                    
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              Den tykkelseskategori, hvori den nominelle tykkelse »e« ligger, idet der tillades en fabrikationstolerance på ± 0,2 mm:
                              
                                          Kategori I
                                       
                                       
                                          e ≤ 4,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategori II
                                       
                                       
                                          4,5 mm < e ≤ 5,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategori III
                                       
                                       
                                          5,5 mm < e ≤ 6,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategori IV
                                       
                                       
                                          6,5 mm < e
                                       
                                    
                        
            
                  1.2.
               
               
                  De sekundære kendetegn er følgende:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              Materialets art (spejlglas, floatglas, vinduesglas)
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              Farvning (farveløst eller tonet)
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              Tilstedeværelse af elektriske ledere eller ikke.
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              Tilstedeværelse af uigennemsigtig solskærm eller ikke.
                           
                        
            2.   BRUD- OG SPLINTRINGSPRØVNING
      2.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      
                  2.1.1.
               
               
                  Kun materialets art tages i betragtning.
               
            
                  2.1.2.
               
               
                  Floatglas og vinduesglas anses for at have samme vanskelighedsindeks.
               
            
                  2.1.3.
               
               
                  Brud- og splintringsprøvningen skal gentages ved skift fra spejlglas til floatglas eller vinduesglas og omvendt.
               
            2.2.   Antal prøveeksemplarer
      Seks prøveemner af den serie forruder, der har den mindste udfoldede flade, og seks prøveemner af den serie forruder, der har den største udfoldede flade, valgt i henhold til bestemmelserne i bilag 13, skal underkastes prøvninger.
      2.3.   Forskellige glaszoner
      En forrude af hærdet glas skal omfatte to hovedzoner, F I og F II; den kan ligeledes omfatte en mellemzone, F III. Disse zoner defineres således:
      
                  2.3.1.
               
               
                  
                              Zone FI
                           
                           
                              :
                           
                           
                              mindst 7 cm bred yderzone med fint brud, der følger hele forrudens kant, og som omfatter en 2 cm bred yderstribe, som ikke tages i betragtning ved vurderingen af prøvningsresultaterne.
                           
                        
            
                  2.3.2.
               
               
                  
                              Zone FII
                           
                           
                              :
                           
                           
                              udsynszone med variabelt brud, som altid omfatter en rektangulær del, der er mindst 20 cm høj og 50 cm lang.
                           
                        
                              2.3.2.1.
                           
                           
                              For køretøjer i klasse M1 befinder centrum af rektanglet sig i en cirkel med en radius på 10 cm med centrum i projektionen af midten af segmentet V1-V2.
                           
                        
                              2.3.2.2.
                           
                           
                              For køretøjer i klasse M og N bortset fra M1 befinder centrum af rektanglet sig i en cirkel med en radius på 10 cm med centrum i projektionen af punktet 0.
                           
                        
                              2.3.2.3.
                           
                           
                              For landbrugs- og skovbrugstraktorer og for køretøjer til bygge- og anlægsvirksomhed angives udsynszonens placering i prøvningsrapporten.
                           
                        
                              2.3.2.4.
                           
                           
                              Højden af ovennævnte rektangel kan nedsættes til 15 cm for forruder med en højde på under 44 cm.
                           
                        
            
                  2.3.3.
               
               
                  
                              Zone FIII
                           
                           
                              :
                           
                           
                              Mellemzone, hvis bredde ikke kan oversige 5 cm, og som er beliggende mellem zone FI og FII.
                           
                        
            2.4.   Prøvningsmetode
      Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 1 i bilag 3 beskrevne.
      2.5.   Anslagspunkter (se bilag 17, figur 2)
      
                  2.5.1.
               
               
                  Anslagspunkterne vælges som følger:
                  
                              Punkt 1
                           
                           
                              :
                           
                           
                              i den midterste del af zone FII på et sted med høj eller lav spænding
                           
                        
                              Punkt 2
                           
                           
                              :
                           
                           
                              i zone F III, så tæt som muligt ved zone F II's lodrette symmetriplan
                           
                        
                              Punkt 3 og 3'
                           
                           
                              :
                           
                           
                              3 cm fra kanterne på en median i prøveemnet; såfremt der er et klippemærke, skal det ene af brudpunkterne være nær ved kanten med klippemærket og det andet nær den modsatte kant
                           
                        
                              Punkt 4
                           
                           
                              :
                           
                           
                              der, hvor krumningsradius er mindst på den længste median
                           
                        
                              Punkt 5
                           
                           
                              :
                           
                           
                              3 cm fra prøveemnets kant, der hvor omkredsens krumningsradius er mindst, til venstre eller til højre.
                           
                        
            
                  2.5.2.
               
               
                  Der foretages en brud- og splintringsprøvning i hver af punkterne 1, 2, 3, 3', 4 og 5.
               
            2.6.   Fortolkning af resultater
      2.6.1.   En prøvning anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, hvis bruddet opfylder alle betingelserne i punkt 2.6.1.1, 2.6.1.2 og 2.6.1.3 nedenfor.
      2.6.1.1.   Zone FI:
      
                  2.6.1.1.1.
               
               
                  Antallet af brudstykker i et kvadrat på 5 cm × 5 cm er ikke mindre end 40 og ikke over 350; i tilfælde, hvor det samlede antal er under 40 gælder dog, at hvis antallet af brudstykker i et kvadrat på 10 cm × 10 cm, som indeholder kvadratet på 5 × 5 cm, ikke er mindre end 160, accepteres dette.
               
            
                  2.6.1.1.2.
               
               
                  Til brug for ovenstående beregning tælles brudstykker, der ligger på en af kvadratets sider, som halve.
               
            
                  2.6.1.1.3.
               
               
                  Bruddet kontrolleres ikke i en 2cm bred stribe i prøveemnernes kanter, idet denne stribe repræsenterer rudens indfatning, og heller ikke i en radius på 7,5 cm omkring anslagspunktet.
               
            
                  2.6.1.1.4.
               
               
                  Højst tre brudstykker med en overflade på over 3 cm2 tillades, men der må ikke være mere end et i den samme cirkel med en diameter på 10 cm.
               
            
                  2.6.1.1.5.
               
               
                  Brudstykker af aflang form tillades på betingelse af, at deres kanter ikke er knivskarpe og deres længde, med forbehold af bestemmelserne i punkt 2.6.2.2 nedenfor ikke overstiger 7,5 cm. Såfremt disse brudstykker når helt frem til glassets kant, må de ikke danne en vinkel med dette på over 45°.
               
            2.6.1.2   Zone FII:
      
                  2.6.1.2.1.
               
               
                  Udsynet efter glassets splintren kontrolleres i den rektangulære zone, der er defineret i punkt 2.3.2 ovenfor. I dette rektangel skal den samlede overflade af brudstykker på 2 cm2 udgøre mindst 15 % af rektanglets areal. Imidlertid skal det procentvise udsyn for forruder med en højde på under 44 cm eller hvis opsætningsvinkel er mindst 15° i forhold til den lodrette linje være mindst 10 % af overfladen af det tilsvarende rektangel.
               
            
                  2.6.1.2.2.
               
               
                  Intet brudstykke må have en overflade på over 16 cm2, jf. dog bestemmelserne i punkt 2.6.2.2 nedenfor.
               
            
                  2.6.1.2.3.
               
               
                  Inden for en radius på 10 cm omkring anslagspunktet, men kun i den del af cirklen, der ligger i zone F II, er tre brudstykker med en overflade på mere end 16 cm2, men ikke over 25 cm2 tilladt.
               
            
                  2.6.1.2.4.
               
               
                  Brudstykkerne skal være regelmæssige i form og uden spidser, som beskrevet i punkt 2.6.1.2.4.1 nedenfor. Imidlertid tillades indtil 10 uregelmæssige brudstykker i et hvilket som helst rektangel på 50 × 20 cm og indtil 25 på forrudens samlede overflade.
                  Der må ikke på nogen af disse brudstykker være en spids, der er mere end 35 mm lang, målt i overensstemmelse med punkt 2.6.1.2.4.1 nedenfor.
                  
                              2.6.1.2.4.1.
                           
                           
                              Et brudstykke anses for uregelmæssigt, hvis det ikke kan indskrives i en cirkel med en diameter på 40 mm, hvis det har mindst en spids, der er længere end 15 mm, målt mellem yderpunktet og snittet, hvis bredde er lig med rudens tykkelse, og hvis det har en eller flere spidser med en topvinkel på under 40°.
                           
                        
            
                  2.6.1.2.5.
               
               
                  Brudstykker af aflang form tillades i zone FII, på betingelse af at deres længde ikke overstiger 10 cm, jf. dog bestemmelserne i punkt 2.6.2.2 nedenfor.
               
            2.6.1.3.   Zone F III
      Kendetegnene for brud i denne zone skal ligge mellem kendetegnene for brud, der er tilladt i de to tilstødende zoner (FI og FII).
      2.6.2.   En forrude, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til brud- og splintringsprøvningen, såfremt mindst en af følgende betingelser er opfyldt:
      
                  2.6.2.1.
               
               
                  Alle prøvninger udført med de anslagspunkter, der er defineret i punkt 2.5.1 ovenfor, har givet positive resultater.
               
            
                  2.6.2.2.
               
               
                  En prøvning blandt alle dem, der er foretaget med de i pkt. 2.5.1 definerede anslagspunkter, har givet et negativt resultat for så vidt angår afvigelser, som ikke overstiger nedenstående grænser:
                  
                              Zone FI
                           
                           
                              :
                           
                           
                              højst fem brudstykker, der er mellem 7,5 og 15 cm lange
                           
                        
                              Zone FII
                           
                           
                              :
                           
                           
                              højst tre brudstykker med en overflade på mellem 16 og 20 cm2 uden for en cirkel med en radius på 10 cm, med centrum i anslagspunktet
                           
                        
                              Zone FIII
                           
                           
                              :
                           
                           
                              højst 4 brudstykker, der er mellem 10 og 17,5 cm lange
                           
                        og gentages på et nyt prøveemne, som er i overensstemmelse med forskrifterne i pkt. 2.6.1, eller hvis afvigelser ligger inden for ovennævnte grænser.
               
            
                  2.6.2.3.
               
               
                  To prøvninger blandt dem, der er foretaget med de i pkt. 2.5.1 definerede anslagspunkter, har givet et negativt resultat for så vidt angår afvigelser, som ikke overstiger de i pkt. 2.6.2.2 anførte grænser, men en ny serie prøvninger foretaget på en ny serie prøveemner er i overensstemmelse med forskrifterne i pkt. 2.6.1, eller også er der ikke mere end 2 prøveemner i den nye serie, hvis afvigelser ligger inden for de i pkt. 2.6.2.2 specificerede grænser.
               
            2.6.3.   Såfremt ovennævnte afvigelser konstateres, skal de anføres i prøvningsrapporten, og permanente optegninger af brudmønstret af de pågældende dele af forruden vedlægges denne.
      3.   PRØVNING MED ATTRAPHOVED
      3.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      3.2.   Antal prøveeksemplarer
      
                  3.2.1.
               
               
                  For hver gruppe forruder af hærdet glas foretages der prøvninger med fire prøveemner med tilnærmelsesvis den mindste udfoldede overflade og fire prøveemner med tilnærmelsesvis den største udfoldede overflade, idet de otte prøveemner skal være af samme type som dem, der er udvalgt til brud- og splintringsprøvningerne (se punkt 2.2 ovenfor).
               
            
                  3.2.2.
               
               Det laboratorium, som udfører prøvningerne, kan i stedet, hvis det finder det hensigtsmæssigt, for hver tykkelseskategori foretage prøvning med seks prøveemner på (1 100 × 500 mm)
                     .
            3.3.   Prøvningsmetode
      
                  3.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 3,1 i bilag 3 beskrevne.
               
            
                  3.3.2.
               
               Faldhøjden skal være 1,5 mm 
                     .
            3.4.   Fortolkning af resultater
      
                  3.4.1.
               
               
                  Prøvningen anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt forruden eller prøveemnet er sprunget.
               
            
                  3.4.2.
               
               
                  En serie prøveeksemplarer, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvningen med attraphoved, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              3.4.2.1.
                           
                           
                              alle prøvningerne har givet et tilfredsstillende resultat
                           
                        
                              3.4.2.2.
                           
                           
                              én prøvning giver et negativt resultat, men en ny serie prøvninger på en ny serie prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat.
                           
                        
            4.   OPTISKE EGENSKABER
      Forskrifterne vedrørende de optiske egenskaber, der er anført i bilag 3, punkt 9, gælder for alle forrudetyper.
   
   
      BILAG 5
      
         RUDER AF GLAS MED ENSARTET HÆRDNING
          (1)
      
      1.   DEFINITION AF TYPEN
      Ruder af glas med ensartet hærdning anses for at tilhøre forskellige typer, såfremt de er forskellige med hensyn til mindst ét af følgende primære eller sekundære kendetegn.
      
                  1.1.
               
               
                  De primære kendetegn er:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              Fabriks- eller varemærke
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              hærdningens art (termisk eller kemisk)
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              formkategori; der skelnes mellem to kategorier:
                              
                                          1.1.3.1.
                                       
                                       
                                          plane glasruder
                                       
                                    
                                          1.1.3.2.
                                       
                                       
                                          plane og buede glasruder
                                       
                                    
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              tykkelseskategori, hvori den nominelle tykkelse »e« ligger (idet der tillades en fabrikationstolerance på ± 0,2 mm):
                              
                                          Kategori I
                                       
                                       
                                          e ≤ 3,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategori II
                                       
                                       
                                          3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategori III
                                       
                                       
                                          4,5 mm < e ≤ 6,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategori IV
                                       
                                       
                                          6,5 mm < e
                                       
                                    
                        
            
                  1.2.
               
               
                  de sekundære kendetegn er følgende:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              materialets art (spejlglas, floatglas, vinduesglas)
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              farvning (farveløst eller tonet)
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              tilstedeværelse af elektriske ledere eller ikke.
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              tilstedeværelse af uigennemsigtig solskærm eller ikke.
                           
                        
            2.   BRUD- OG SPLINTRINGSPRØVNING
      2.1.   vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      
                  Materiale
               
               
                  Vanskelighedsindeks
               
            
                  Spejlglas
               
               
                  2
               
            
                  Floatglas
               
               
                  1
               
            
                  Vinduesglas
               
               
                  1
               
            De øvrige sekundære kendetegn tages ikke i betragtning.
      2.2.   Udvælgelse af prøveeksemplarer
      
                  2.2.1.
               
               
                  Prøveeksemplarer af hver formkategori og hver tykkelseskategori, som er vanskelige at fremstille, udvælges til prøvningerne efter følgende kriterier:
               
            
                  2.2.1.1.
               
               
                  For plane ruder indsendes der to serier prøveeksemplarer svarende til:
                  
                              2.2.1.1.1.
                           
                           
                              den største udfoldede flade
                           
                        
                              2.2.1.1.2.
                           
                           
                              den mindste vinkel mellem to hosliggende sider.
                           
                        
            
                  2.2.1.2.
               
               
                  For plane og buede ruder indsendes der tre serier prøveeksemplarer svarende til:
                  
                              2.2.1.2.1.
                           
                           
                              den største udfoldede flade
                           
                        
                              2.2.1.2.2.
                           
                           
                              den mindste vinkel mellem to hosliggende sider
                           
                        
                              2.2.1.2.3.
                           
                           
                              den største segmenthøjde.
                           
                        
            
                  2.2.2.
               
               
                  De prøvninger, der foretages på prøveeksemplarer svarende til den største overflade »S«, anses for gældende for alle andre overflader på under S + 5 %.
               
            
                  2.2.3.
               
               
                  Såfremt de indsendte prøveeksemplarer har en vinkel γ på under 30°, anses prøvningerne for at gælde for alle ruder, der er fremstillet med en vinkel på over γ - 5°.
                  Såfremt de indsendte prøveksemplarer har en vinkel på 30° eller derover, anses prøvningerne for at gælde for alle ruder, der er fremstillet med en vinkel større end eller lig med 30°.
               
            
                  2.2.4.
               
               
                  Såfremt segmenthøjden h for de indsendte prøveemner er større end 100 mm, anses prøvningerne for at gælde for alle ruder, der er fremstillet med en segmenthøjde på under h + 30 mm.
                  Såfremt segmenthøjden for de indsendte prøveemner er mindre end eller lig med 100 mm, anses prøvningerne for at gælde for alle ruder, der er fremstillet med en segmenthøjde på mindre end eller lig med 100 mm.
               
            2.3.   Antal prøveeksemplarer pr. serie
      Antallet af prøveeksemplarer i hver gruppe er følgende i forhold til den i pkt. 1.1.3 ovenfor definerede formkategori:
      
                  Art og rude
               
               
                  Antal prøveeksemplarer
               
            
                  Plan (2 serier)
               
               
                  4
               
            
                  Plan og buet (3 serier)
               
               
                  5
               
            2.4.   Prøvningsmetode
      
                  2.4.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 1 i bilag 3 beskrevne.
               
            2.5.   Anslagspunkter (se bilag 17, figur 3)
      
                  2.5.1.
               
               
                  For plane ruder og buede ruder er de anslagspunkter, der er repræsenteret i figur 3a) og 3b), henholdsvis figur 3c) i bilag 17, følgende:
                  
                              Punkt 1
                           
                           
                              :
                           
                           
                              3 cm fra rudens kanter i den del, hvor omkredsens krumningsradius er mindst
                           
                        
                              Punkt 2
                           
                           
                              :
                           
                           
                              3 cm fra kanten på en af medianerne, idet den side af ruden, der eventuelt har klippemærker, skal vælges
                           
                        
                              Punkt 3
                           
                           
                              :
                           
                           
                              i rudens geometriske centrum
                           
                        
                              Punkt 4
                           
                           
                              :
                           
                           
                              udelukkende for buede ruders vedkommende: dette punkt vælges på den længste median i den del af ruden, hvor krumningsradius er mindst.
                           
                        
            
                  2.5.2.
               
               
                  Der udføres en prøve i hvert foreskrevet anslagspunkt.
               
            2.6.   Fortolkning af resultater
      
                  2.6.1.
               
               
                  En prøvning anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, hvis bruddet opfylder følgende betingelser:
                  
                              2.6.1.1.
                           
                           
                              antallet af brudstykker i et kvadrat på 5×5 cm er ikke under 40 og ikke over 400, eller 450 i tilfælde af ruder, hvis tykkelse ikke overstiger 3,5 mm
                           
                        
                              2.6.1.2.
                           
                           
                              Til brug for ovenstående beregning tælles brudstykker, der ligger på en af kvadratets sider, som halve.
                           
                        
                              2.6.1.3.
                           
                           
                              Bruddet kontrolleres ikke i en 2 cm bred stribe i prøveemnernes kanter, idet denne stribe repræsenterer rudens indfatning, og heller ikke i en radius på 7,5 cm omkring anslagspunktet.
                           
                        
                              2.6.1.4.
                           
                           
                              brudstykker med en overflade på over 3 cm2 tillades ikke, undtagen i de dele, der er defineret i punkt 2.6.1.3 ovenfor.
                           
                        
                              2.6.1.5.
                           
                           
                              nogle få brudstykker af aflang form tillades på betingelse af:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          at deres kanter ikke er knivskarpe
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          at de, såfremt de når en af rudens kanter, ikke danner en vinkel på over 45°
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          og såfremt deres længde, jf. bestemmelserne i punkt 2.6.2.2 nedenfor,
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          ikke overstiger 7,5 cm.
                                       
                                    
                        
            
                  2.6.2.
               
               
                  En serie prøveeksemplarer, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til brud- og splintringsprøvningen, såfremt mindst en af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              2.6.2.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger udført med de anslagspunkter, der er foreskrevet i punkt 2.5.1 ovenfor, har givet positive resultater.
                           
                        
                              2.6.2.2.
                           
                           
                              En prøvning blandt alle dem, der er foretaget med de i pkt. 2.5.1 definerede anslagspunkter, har givet et negativt resultat for så vidt angår afvigelser, som ikke overstiger nedenstående grænser:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          højst 5 brudstykker, der er mellem 6 og 7,5 cm lange
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          højst 4 brudstykker, der er mellem 7,5 og 10 cm lange
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          og gentages på et nyt prøveemne, som er i overensstemmelse med forskrifterne i pkt. 2.6.1, eller hvis afvigelser ligger inden for ovennævnte grænser.
                                       
                                    
                        
                              2.6.2.3.
                           
                           
                              To prøvninger blandt dem, der er foretaget med de i pkt. 2.5.1 definerede anslagspunkter, har givet et negativt resultat for så vidt angår afvigelser, som ikke overstiger de i pkt. 2.6.2.2 anførte grænser, men en ny serie prøvninger foretaget på en ny serie prøveemner er i overensstemmelse med forskrifterne i pkt. 2.6.1, eller også er der ikke mere end 2 prøveemner i den nye serie, hvis afvigelser ligger inden for de i pkt. 2.6.2.2 specificerede grænser.
                           
                        
            
                  2.6.3.
               
               
                  Såfremt ovennævnte afvigelser konstateres, skal de anføres i prøvningsrapporten, og permanente optegninger af brudmønstret af de pågældende dele af glasruden vedlægges denne.
               
            3.   PRØVNING AF MEKANISK MODSTANDSDYGTIGHED
      3.1.   Prøvning med en kugle på 227 g
      3.1.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn.
      
                  Materiale
               
               
                  Vanskeligheds- indeks
               
               
                  Farve
               
               
                  Vanskeligheds indeks
               
            
                  Spejlglas
               
               
                  2
               
               
                  Farveløst
               
               
                  1
               
            
                  Floatglas
               
               
                  1
               
               
                  Tonet
               
               
                  2
               
            
                  Vinduesglas
               
               
                  1
               
               
                   
               
               
                   
               
            Det andet sekundære kendetegn (tilstedeværelse af elektriske ledere eller ikke) tages ikke i betragtning.
      3.1.2.   Antal prøveemner
      Seks prøveemner underkastes prøvning for hver tykkelseskategori defineret i pkt. 1.1.4 ovenfor.
      3.1.3.   Prøvningsmetode
      
                  3.1.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 2.1 i bilag 3 beskrevne.
               
            
                  3.1.3.2.
               
               
                  Faldhøjden (fra kuglens nederste del til prøveemnets overflade) er den i følgende tabel angivne højde i forhold til rudens tykkelse:
                  
                              Rudens nominelle tykkelse (e)
                           
                           
                              Faldhøjde
                           
                        
                              e ≤ 3,5 mm
                           
                           
                              2,0 m + 5 - 0 mm
                           
                        
                              3,5 mm < e
                           
                           
                              2,5 m + 5 - 0 mm
                           
                        
            3.1.4.   Fortolkning af resultater
      
                  3.1.4.1.
               
               
                  Slagprøven med en kugle anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt prøveemnet ikke springer.
               
            
                  3.1.4.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til mekanisk modstandsdygtighed, såfremt mindst en af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              3.1.4.2.1.
                           
                           
                              højst ét forsøg har givet et negativt resultat
                           
                        
                              3.1.4.2.2.
                           
                           
                              to prøvninger har givet negative resultater, men en ny serie prøvninger udført på en ny serie på seks prøveemner giver positive resultater.
                           
                        
            4.   OPTISKE EGENSKABER
      
                  4.1.
               
               
                  De i punkt 9.1 i bilag 3 anførte bestemmelser vedrørende den regelmæssige gennemgangskoefficient for lyset gælder for ruder eller dele af ruder med ensartet hærdning, bortset fra forruder, der findes på steder, der spiller en væsentlig rolle for førerens udsyn.
               
            
                  4.2.
               
               
                  Bestemmelserne i punkt 9 i bilag 3 finder anvendelse på glasruder med ensartet hærdning, som anvendes som forruder til langsomtkørende køretøjer med en konstruktivt bestemt hastighed på højst 40 km/h. De finder ikke anvendelse på forruder, som er omfattet af en allerede godkendt gruppe.
               
            
         (1)  Denne type glasruder med ensartet hærdning, kan også anvendes som forruder til langsomtkørende køretøjer med en konstruktivt bestemt hastighed på højst 40 km/h.
   
   
      BILAG 6
      
         FORRUDER AF ALMINDELIGT LAMINERET GLAS
      
      1.   DEFINITION AF TYPEN
      Forruder af almindeligt lamineret glas anses for at tilhøre forskellige typer, såfremt de er forskellige med hensyn til mindst ét af følgende primære eller sekundære kendetegn.
      
                  1.1.
               
               
                  De primære kendetegn er:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              Fabriks- eller varemærke
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              Form og dimensioner
                              Forruder af almindeligt lamineret glas anses for at udgøre en integrerende del af en gruppe med hensyn til prøvningerne af mekaniske egenskaber og af modstandsdygtigheden over for påvirkninger fra omgivelserne.
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              Antallet af glaslag
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              Forrudens nominelle tykkelse »e«, idet der tillades en fabrikationstolerance på ± 0,2 n mm af den nominelle værdi, hvor »n« er antallet af forrudens glaslag.
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              Mellemlæggets eller mellemlæggenes nominelle tykkelse
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              Arten og typen af mellemlægget eller mellemlæggene (f.eks. PVB eller andet mellemlæg af plastmateriale).
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  De sekundære kendetegn er følgende:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              Materialets art (spejlglas, floatglas, vinduesglas).
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              Hel eller delvis farvning af mellemlægget eller mellemlæggene (farveløst eller tonet).
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              Glassets farvning (farveløst eller tonet).
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              Tilstedeværelse af elektriske ledere eller ikke.
                           
                        
                              1.2.5.
                           
                           
                              Tilstedeværelse af uigennemsigtig solskærm eller ikke.
                           
                        
            2.   ALMINDELIGE FORSKRIFTER
      
                  2.1.
               
               
                  For forruder af almindeligt lamineret glas udføres prøvningerne med undtagelse af dem, der vedrører attraphoved (punkt 3.2 nedenfor) og de optiske egenskaber, på plane prøveemner, som er prøveudtaget af allerede eksisterende forruder, eller som er fremstillet specielt. I begge tilfælde skal prøveemnerne i enhver henseende være absolut repræsentative for de seriefremstillede forruder, for hvilke der ansøges om godkendelse.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Før hver prøvning opbevares prøveemnerne mindst 4 timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C. Prøvningerne finder sted så hurtigt som muligt, efter at emnerne er taget ud af det rum, hvor de har været opbevaret.
               
            3.   PRØVNING MED ATTRAPHOVED
      3.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      3.2.   Prøvning med attraphoved på hel forrude
      3.2.1.   Antal prøveeksemplarer
      Fire prøveemner af den serie ruder, som har den mindste udfoldede overflade, og fire prøveemner af den serie, som har den største udfoldede overflade, valgt i henhold til bestemmelserne i bilag 13, underkastes prøvninger.
      3.2.2.   Prøvningsmetode
      
                  3.2.2.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 3.1 i bilag 3 beskrevne.
               
            
                  3.2.2.2.
               
               Faldhøjden skal være 1,5 m mm
                     .
            3.2.3.   Fortolkning af resultater
      
                  3.2.3.1.
               
               
                  Denne prøve anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              3.2.3.1.1.
                           
                           
                              Prøveemnet knuses, samtidig med at der opstår adskillige cirkelformede revner centreret omtrentligt om anslagspunktet, idet de nærmeste revner skal ligge højst 80 mm fra anslagspunktet.
                           
                        
                              3.2.3.1.2.
                           
                           
                              Glaslagene skal fortsat hænge fast ved plastmellemlægget. Der tillades en eller flere løsninger af en bredde på 4 mm på hver side af revnen uden for en cirkel med en diameter på 60 mm med centrum i anslagspunktet.
                           
                        
                              3.2.3.1.3.
                           
                           
                              På anslagssiden:
                              
                                          3.2.3.1.3.1.
                                       
                                       
                                          må mellemlægget ikke blotlægges på en overflade på over 20 cm2
                                          
                                       
                                    
                                          3.2.3.1.3.2.
                                       
                                       
                                          tillades der en beskadigelse af mellemlægget over en længde på 35 mm.
                                       
                                    
                        
            
                  3.2.3.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med attraphoved, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
                  
                              3.2.3.2.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger har givet et tilfredsstillende resultat, eller
                           
                        
                              3.2.3.2.2.
                           
                           
                              En prøvning har givet et negativt resultat, men en ny serie prøvninger udført på en ny serie prøveeksemplarer giver positive resultater.
                           
                        
            3.3.   Prøvning med attraphoved på plane prøveemner
      3.3.1.   Antal prøveemner
      Seks plane prøveemner, der måler 1 100 mm × 500 mm , prøves.
      3.3.2.   Prøvningsmetode
      
                  3.3.2.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 3.1 i bilag 3 beskrevne.
               
            
                  3.3.2.2.
               
               Faldhøjden skal være 4 m 
                     .
            3.3.3.   Fortolkning af resultater
      
                  3.3.3.1.
               
               
                  Denne prøve anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, hvZis følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              3.3.3.1.1.
                           
                           
                              Prøveemnet giver efter og knuses, idet der opstår adskillige cirkelformede revner, centreret omtrentligt om anslagspunktet
                           
                        
                              3.3.3.1.2.
                           
                           
                              beskadigelser i mellemlægget tillades, på betingelse af at dukkens hoved ikke går igennem prøveemnet
                           
                        
                              3.3.3.1.3.
                           
                           
                              ingen større glassplinter løsriver sig fra mellemlægget.
                           
                        
            
                  3.3.3.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med attraphoved, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
                  
                              3.3.3.2.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger har givet et tilfredsstillende resultat, eller
                           
                        
                              3.3.3.2.2.
                           
                           
                              én prøve giver et negativt resultat, men en ny serie prøver på en ny serie prøver på en ny serie prøveemner giver et tilfredsstillende resultat.
                           
                        
            4.   PRØVNING AF MEKANISK MODSTANDSDYGTIGHED
      4.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      4.2.   Prøvning med en kugle på 2 260 g
      4.2.1.   Antal prøveemner
      Der foretages prøvning af seks kvadratiske prøveemner med sider på 300 
      4.2.2.   Prøvningsmetode
      
                  4.2.2.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 2.2 i bilag 3 beskrevne.
               
            
                  4.2.2.2.
               
               Faldhøjden (fra kuglens underside til prøveemnets overside) skal være 4 m mm
                     .
            4.2.3.   Fortolkning af resultater
      
                  4.2.3.1.
               
               
                  Prøvningen anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt kuglen ikke går igennem ruden i løbet af fem sekunder fra anslagstidspunktet.
               
            
                  4.2.3.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med kuglen på 2 260 g, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
                  
                              4.2.3.2.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger har givet et tilfredsstillende resultat, eller
                           
                        
                              4.2.3.2.2.
                           
                           
                              En prøve giver et negativt resultat, men en ny serie prøver på en ny serie prøver på en ny serie prøveemner giver et tilfredsstillende resultat.
                           
                        
            4.3.   Prøvning med en kugle på 227 g
      4.3.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      4.3.2.   Antal prøveemner
      Der foretages prøvning af 20 kvadratiske prøveemner med sider på 300 mm .
      4.3.3.   Prøvningsmetode
      
                  4.3.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 2.1 i bilag 3 beskrevne.
                  10 prøveemner prøves ved en temperatur på +40 °C ± 2 °C og 10 ved en temperatur på 20 °C ± 2 °C.
               
            
                  4.3.3.2.
               
               
                  Faldhøjden for de forskellige tykkelseskategorier og massen af de løsrevne brudstykker er anført i tabellen nedenfor:
                  
                              Tykkelse af prøveemner
                              mm
                           
                           
                              + 40 °C
                           
                           
                              – 20 °C
                           
                        
                              Faldhøjde
                              m (1)
                              
                           
                           
                              Største tilladte masse for brudstykker
                              g
                           
                           
                              Faldhøjde
                              m (1)
                              
                           
                           
                              Største tilladte masse for brudstykker
                              g
                           
                        
                              e ≤ 4,5
                              4,5 < e ≤ 5,5
                              5,5 < e ≤ 6,5
                              e > 6,5
                           
                           
                              9
                              10
                              11
                              12
                           
                           
                              12
                              15
                              20
                              25
                           
                           
                              8,5
                              9
                              9,5
                              10
                           
                           
                              12
                              15
                              20
                              25
                           
                        
            4.3.4.   Fortolkning af resultater
      
                  4.3.4.1.
               
               
                  Prøven anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              —
                           
                           
                              kuglen går ikke igennem prøveemnet
                           
                        
                              —
                           
                           
                              prøveemnet knuses ikke i flere stykker
                           
                        
                              —
                           
                           
                              er mellemlægget ikke revnet, må vægten af de brudstykker, som har revet sig løs på den side af glasset, der er modsat anslagspunktet, ikke overstige de relevante værdier, der er specificeret i punkt 4.3.3.2 ovenfor.
                           
                        
            
                  4.3.4.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med kuglen på 227 g, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              4.3.4.2.1.
                           
                           
                              mindst otte prøvninger, der er udført ved hver af prøvningstemperaturerne, giver et tilfredsstillende resultat
                           
                        
                              4.3.4.2.2.
                           
                           
                              mere end to prøvninger ved hver af prøvningstemperaturerne har givet et negativt resultat, men en ny serie prøvninger, udført på en ny serie prøveemner, giver positive resultater.
                           
                        
            5.   MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR PÅVIRKNINGER FRA OMGIVELSERNE
      5.1.   Prøvning af modstandsdygtigheden over for slid
      5.1.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 4 i bilag 3 anvendes, idet prøvningen foregår i løbet af 1 000 prøvecyklusser.
      5.1.2.   Fortolkning af resultater
      Sikkerhedsruden anses for tilfredsstillende med hensyn til modstandsdygtigheden over for slid, såfremt lysspredningen som følge af slid af prøveemnet ikke overstiger 2 %.
      5.2.   Prøvning ved høj temperatur
      Forskrifterne i punkt 5 i bilag 3 finder anvendelse.
      5.3.   Lyspåvirkningsprøve
      5.3.1.   Generel forskrift
      Denne prøve udføres kun, hvis laboratoriet finder det nødvendigt ud fra de foreliggende oplysninger om mellemlægget.
      5.3.2.   Forskrifterne i punkt 6.3 i bilag 3 finder anvendelse.
      5.4.   Prøvning af modstandsdygtigheden over for fugt
      Forskrifterne i punkt 7 i bilag 3 finder anvendelse.
      6.   OPTISKE EGENSKABER
      Forskrifterne vedrørende de optiske egenskaber, der er anført i bilag 3, punkt 9, gælder for alle forrudetyper. De finder ikke anvendelse på plane forruder, som er omfattet af en allerede godkendt gruppe, hvis hældningsvinklen er under 40° i lodret retning.
      
         (1)  Der tillades en tolerance på  for faldhøjden.
   
   
      BILAG 7
      
         RUDER AF LAMINERET GLAS, BORTSET FRA FORRUDER
      
      1.   DEFINITION AF TYPEN
      Ruder af lamineret glas bortset fra forruder anses for at tilhøre flere typer, såfremt de er forskellige med hensyn til mindst ét af følgende primære eller sekundære kendetegn.
      
                  1.1.
               
               
                  De primære kendetegn er:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              Fabriks- eller varemærke
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              Den tykkelseskategori for ruden, hvori den nominelle tykkelse »e« ligger, idet der tillades en fabrikationstolerance på ± 0,2 n mm, hvor »n« er antallet af glaslag:
                              
                                          Kategori I
                                       
                                       
                                          e ≤ 5,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategori II
                                       
                                       
                                          5,5 mm < e ≤ 6,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategori III
                                       
                                       
                                          6,5 mm < e
                                       
                                    
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              Mellemlæggets eller mellemlæggenes nominelle tykkelse
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              Arten og typen af mellemlægget eller mellemlæggene (f.eks. PVB eller andet mellemlæg af plastmateriale).
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              Den særlige behandling, som et eller flere glaslag kan have været underkastet.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  De sekundære kendetegn er følgende:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              Materialets art (spejlglas, floatglas, vinduesglas).
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              Hel eller delvis farvning af mellemlægget eller mellemlæggene (farveløst eller tonet).
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              Glassets farvning (farveløst eller tonet)
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              Tilstedeværelse af uigennemsigtig solskærm eller ikke.
                           
                        
            2.   ALMINDELIGE FORSKRIFTER
      
                  2.1.
               
               
                  For så vidt angår ruder af almindeligt lamineret glas bortset fra forruder udføres prøvningerne på plane prøveemner, som enten er skåret ud af rigtige ruder eller specielt fremstillet. I begge tilfælde skal prøveemnerne i enhver henseende være absolut repræsentative for produktionen af de ruder, for hvilke der ansøges om godkendelse.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Før hver prøvning opbevares prøveemnerne af lamineret glas mindst 4 timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C. Prøvningerne udføres på prøveemnerne, så snart disse er taget ud af den beholder, hvori de har været opbevaret.
               
            
                  2.3.
               
               
                  Den rude, der er indsendt til godkendelse, anses for at opfylde bestemmelserne i dette bilag, såfremt den har samme sammensætning som en forrude, der allerede er godkendt i henhold til bestemmelserne i bilag 6, 8 eller 9.
               
            3.   PRØVNING MED ATTRAPHOVED
      3.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      3.2.   Antal prøveemner
      Seks plane prøveemner, der måler 1 100 mm × 500 mm , prøves.
      3.3.   Prøvningsmetode
      
                  3.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 3.1 i bilag 3 beskrevne.
               
            
                  3.3.2.
               
               Faldhøjden skal være 1,50 m 
                     .
            3.4.   Fortolkning af resultater
      
                  3.4.1.
               
               
                  Denne prøve anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              3.4.1.1.
                           
                           
                              Prøveemnet bøjes og knuses, idet der opstår en række cirkelformede revner, hvis centrum omtrent er anslagspunktet
                           
                        
                              3.4.1.2.
                           
                           
                              Der tillades løsrivninger af mellemlægget, men attraphovedet må ikke gå igennem prøveemnet
                           
                        
                              3.4.1.3.
                           
                           
                              Ingen større glassplinter løsriver sig fra mellemlægget.
                           
                        
            
                  3.4.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med attraphoved, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
                  
                              3.4.2.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger har givet et tilfredsstillende resultat, eller
                           
                        
                              3.4.2.2.
                           
                           
                              En prøve giver et negativt resultat, men en ny serie prøver på en ny serie prøver på en ny serie prøveemner giver et tilfredsstillende resultat.
                           
                        
            4.   PRØVNING AF MEKANISK MODSTANDSDYGTIGHED – PRØVNING MED KUGLE PÅ 227 g
      4.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      4.2.   Antal prøveemner
      Der foretages prøvning af 4 kvadratiske prøveemner med sider på 300 mm .
      4.3.   Prøvningsmetode
      
                  4.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 2.1 i bilag 3 beskrevne.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  Faldhøjden (fra kuglens nederste del til prøveemnets overflade) skal være som anført i følgende tabel i forhold til den nominelle tykkelse:
                  
                              Nominel tykkelse
                           
                           
                              Faldhøjde
                           
                        
                              e ≤ 5,5 mm
                           
                           
                              5 m
                           
                           
                              
                                 
                           
                        
                              5,5 mm < e ≤ 6,5 mm
                           
                           
                              6 m
                           
                        
                              6,5 mm < e
                           
                           
                              7 m
                           
                        
            4.4.   Fortolkning af resultater
      
                  4.4.1.
               
               
                  Prøven anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              —
                           
                           
                              kuglen går ikke igennem prøveemnet
                           
                        
                              —
                           
                           
                              prøveemnet knuses ikke i flere stykker
                           
                        
                              —
                           
                           
                              den samlede vægt af de få stykker, der kan dannes på den modsatte side af anslagspunktet, overstiger ikke 15 g.
                           
                        
            
                  4.4.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til mekanisk modstandsdygtighed, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
                  
                              4.4.2.1.
                           
                           
                              Alle prøvningerne har givet et tilfredsstillende resultat, eller
                           
                        
                              4.4.2.2.
                           
                           
                              Højst to prøvninger har givet et negativt resultat, men en ny serie prøvninger udført på en ny serie prøveemner giver positive resultater.
                           
                        
            5.   MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR PÅVIRKNINGER FRA OMGIVELSERNE
      5.1.   Prøvning af modstandsdygtigheden mod slid
      5.1.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 4 i bilag 3 anvendes, idet prøvningen foregår i løbet af 1 000 prøvecyklusser.
      5.1.2.   Fortolkning af resultater
      Sikkerhedsruden anses for tilfredsstillende med hensyn til modstandsdygtigheden mod slid, såfremt lysspredningen som følge af slid af prøveemnet ikke overstiger 2 %.
      5.2.   Prøvning ved høj temperatur
      Forskrifterne i punkt 5 i bilag 3 finder anvendelse.
      5.3.   Lyspåvirkningsprøve
      5.3.1.   Generel forskrift
      Denne prøve udføres kun, hvis laboratoriet finder det nødvendigt ud fra de foreliggende oplysninger om mellemlægget.
      5.3.2.   Antal prøveemner eller prøveeksemplarer
      Forskrifterne i punkt 6.3 i bilag 3 finder anvendelse.
      5.4.   Prøvning af modstandsdygtigheden over for fugt
      Forskrifterne i punkt 7 i bilag 3 finder anvendelse.
      6.   OPTISKE EGENSKABER
      De i punkt 9 i bilag 3 anførte forskrifter vedrørende den regelmæssige gennemgangskoefficient for lyset gælder ruder eller dele af ruder, bortset fra forruder, der findes på steder af afgørende betydning for førerens udsyn.
   
   
      BILAG 8
      
         FORRUDER AF BEHANDLET LAMINERET GLAS
      
      1.   DEFINITION AF TYPEN
      Forruder af behandlet lamineret glas anses for at tilhøre forskellige typer, såfremt de er forskellige med hensyn til mindst ét af følgende primære eller sekundære kendetegn:
      
                  1.1.
               
               
                  De primære kendetegn er:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              Fabriks- eller varemærke
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              Form og dimensioner
                              Forruder af behandlet lamineret glas anses for at udgøre en integrerende del af en gruppe med hensyn til brud- og splintringsprøvning, prøvning af mekaniske egenskaber og af modstandsdygtigheden over for påvirkninger fra omgivelserne.
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              Antallet af glaslag
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              Forrudens nominelle tykkelse »e«, idet der tillades en fabrikationstolerance på± 0,2 n mm af den nominelle værdi, hvor »n« er antallet af forrudens glaslag.
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              Den særlige behandling, som et eller flere glaslag kan have været underkastet.
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              Mellemlæggets eller mellemlæggenes nominelle tykkelse
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              Arten og typen af mellemlægget eller mellemlæggene (f.eks. PVB eller andet mellemlæg af plastmateriale).
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  De sekundære kendetegn er følgende:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              Materialets art (spejlglas, floatglas, vinduesglas).
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              Hel eller delvis farvning af mellemlægget eller mellemlæggene (farveløst eller tonet).
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              Glassets farvning (farveløst eller tonet).
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              Tilstedeværelse af elektriske ledere eller ikke.
                           
                        
                              1.2.5.
                           
                           
                              Tilstedeværelse af uigennemsigtig solskærm eller ikke.
                           
                        
            2.   ALMINDELIGE FORSKRIFTER
      
                  2.1.
               
               
                  For forruder af behandlet lamineret glas udføres prøvningerne med undtagelse af dem, der vedrører attraphoved på hel forrude og de optiske egenskaber, på prøveemner og/eller plane prøveemner, som er fremstillet specielt til dette formål. I begge tilfælde skal prøveemnerne dog i enhver henseende være absolut repræsentative for de seriefremstillede forruder, for hvilke der ansøges om godkendelse.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Før hver prøvning opbevares prøveemnerne eller prøveeksemplarerne mindst 4 timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C. Prøvningerne finder sted så hurtigt som muligt, efter at prøveemnerne eller prøveeksemplarerne er taget ud af det rum, hvor de har været opbevaret.
               
            3.   FORESKREVNE PRØVNINGER
      Forruder af behandlet lamineret glas underkastes:
      
                  3.1.
               
               
                  de prøvninger, der er foreskrevet i bilag 6 for almindelige laminerede forruder
               
            
                  3.2.
               
               
                  den i punkt 4 nedenfor beskrevne brud- og splintringsprøve.
               
            4.   BRUD- OG SPLINTRINGSPRØVNING
      4.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      
                  Materiale
               
               
                  Vanskelighedsindeks
               
            
                  Spejlglas
               
               
                  2
               
            
                  Floatglas
               
               
                  1
               
            
                  Vinduesglas
               
               
                  1
               
            4.2.   Antal prøveemner eller prøveeksemplarer
      Et prøveemne på (1 100 mm × 500 mm)  eller et prøveeksemplar for hvert anslagspunkt prøves.
      4.3.   Prøvningsmetode
      Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 1 i bilag 3 beskrevne.
      4.4.   Anslagspunkt(er)
      Ruden skal slås på hver af de udvendige behandlede glaslag i prøveemnets eller stikprøvens centrum.
      4.5.   Fortolkning af resultater
      
                  4.5.1.
               
               
                  Brud- og splintringsprøvningen anses for hvert anslagspunkt for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt den samlede overflade af de brudstykker, der er lig med 2 cm2 eller derover, i det i punkt 2.3.2 i bilag 4 definerede rektangel, udgør mindst 15 % af rektanglets overflade.
               
            
                  4.5.1.1.
               
               
                  Ved prøveeksemplarer:
                  
                              4.5.1.1.1.
                           
                           
                              For køretøjer i klasse M1 befinder centrum af rektanglet sig i en cirkel med en radius på 10 cm med centrum i projektionen af midten af segmentet V1 V2.
                           
                        
                              4.5.1.1.2.
                           
                           
                              For køretøjer i klasse M og N bortset fra M1 befinder centrum af rektanglet sig i en cirkel med en radius på 10 cm med centrum i projektionen af punktet 0.
                           
                        
                              4.5.1.1.3.
                           
                           
                              For landbrugs- og skovbrugstraktorer og for køretøjer til bygge- og anlægsvirksomhed angives udsynszonens placering i prøvningsrapporten.
                           
                        
                              4.5.1.1.4.
                           
                           
                              Højden af ovennævnte rektangel kan nedsættes til 15 cm for forruder med en højde på under 44 cm, eller hvis monteringsvinkel er mindre end 15 ° i forhold til den lodrette linje; det procentvise udsyn skal være lig med 10 % af overfladen af det tilsvarende rektangel.
                           
                        
            
                  4.5.1.2.
               
               
                  Hvis der er tale om et prøveemne, er rektanglets centrum beliggende på prøveemnets største akse, 450 mm fra en af kanterne.
               
            
                  4.5.2.
               
               
                  Prøveemnet/prøveemnerne eller prøveeksemplaret/eksemplarerne, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til brud- og splintringsprøvningen, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              4.5.2.1.
                           
                           
                              Prøvningen har givet et tilfredsstillende resultat for hvert anslagspunkt, eller
                           
                        
                              4.5.2.2.
                           
                           
                              Efter at prøvningen er blevet gentaget på en ny serie af fire prøveemner for hvert anslagspunkt, for hvilket den først gav et negativt resultat, giver de fire nye prøvninger, der udføres på de samme punkter, alle et tilfredsstillende resultat.
                           
                        
            
   
      BILAG 9
      
         SIKKERHEDSRUDE MED EN OVERFLADE AF PLASTMATERIALE
      
      (på indersiden)
      1.   DEFINITION AF TYPEN
      Materialerne til sikkerhedsruden som defineret i bilag 4-8 skal, såfremt de på indersiden er beklædt med et lag af plastmateriale, være i overensstemmelse med nedenstående forskrifter, som føjes til forskrifterne i de relevante bilag.
      2.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHEDEN MOD SLID
      2.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Beklædningen af plastmateriale skal prøves i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 4 i bilag 3 i en periode på 100 cyklusser.
      2.2.   Fortolkning af resultater
      Beklædningen af plast anses for tilfredsstillende med hensyn til modstandsdygtigheden mod slid, såfremt lysspredningen som følge af slid af prøveemnet ikke overstiger 4 %.
      3.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHEDEN OVER FOR FUGT
      
                  3.1.
               
               
                  Sikkerhedsrudemateriale af hærdet glas beklædt med plast underkastes en luftfugtighedsprøve.
               
            
                  3.2.
               
               
                  Forskrifterne i punkt 7 i bilag 3 finder anvendelse.
               
            4.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHEDEN MOD TEMPERATURÆNDRINGER
      Forskrifterne i punkt 8 i bilag 3 finder anvendelse.
      5.   PRØVNING AF BRANDBESTANDIGHED
      Forskrifterne i punkt 10 i bilag 3 finder anvendelse.
      6.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR KEMISKE STOFFER
      Forskrifterne i punkt 11.2.1 i bilag 3 finder anvendelse.
   
   
      BILAG 10
      
         FORRUDER AF PLEXIGLAS
      
      1.   DEFINITION AF TYPEN
      Forruder af plexiglas anses for at tilhøre forskellige typer, hvis de er forskellige med hensyn til mindst ét af nedenstående primære eller sekundære kendetegn.
      
                  1.1.
               
               
                  De primære kendetegn er:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              Fabriks- eller varemærke
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              Form og dimensioner.
                              Forruder af plexiglas anses for at udgøre en integrerende del af en gruppe med hensyn til prøvningerne af mekaniske egenskaber og af modstandsdygtigheden over for påvirkninger fra omgivelserne, af modstandsdygtigheden mod temperaturændringer, og modstandsdygtigheden mod kemiske stoffer.
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              Antallet af plastlag
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              Forrudens nominelle tykkelse »e«, idet der tillades en fabrikationstolerance på ± 0,2 mm.
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              Den nominelle tykkelse af glaslaget.
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              Den nominelle tykkelse af det/de plastlag, der fungerer som mellemlæg.
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              Arten og typen af det/de plastlag, der fungerer som mellemlæg, (f.eks. PVB eller andet) og af plastlaget på indersiden.
                           
                        
                              1.1.8.
                           
                           
                              Enhver særlig behandling, som ruden kan have været underkastet.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  De sekundære kendetegn er følgende:
                  
                              1.2.1
                           
                           
                              Materialets art (spejlglas, floatglas, vinduesglas)
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              Farvning, helt eller delvis, af alle plastlag (farveløst eller tonet)
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              Glassets farvning (farveløst eller tonet).
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              Tilstedeværelse af elektriske ledere eller ikke.
                           
                        
                              1.2.5.
                           
                           
                              Tilstedeværelse af uigennemsigtig solskærm eller ikke.
                           
                        
            2.   ALMINDELIGE FORSKRIFTER
      
                  2.1.
               
               
                  For forruder af plexiglas udføres prøvningerne med undtagelse af dem, der vedrører attraphoved (punkt 3,2) og de optiske egenskaber, på plane prøveemner, som er prøveudtaget af allerede eksisterende forruder, eller som er fremstillet specielt. I begge tilfælde skal prøveemnerne i enhver henseende være absolut repræsentative for de seriefremstillede forruder, for hvilke der ansøges om godkendelse.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Før hver prøvning opbevares prøveemnerne mindst 4 timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C. Prøvningerne finder sted så hurtigt som muligt, efter at emnerne er taget ud af det rum, hvor de har været opbevaret.
               
            3.   PRØVNING MED ATTRAPHOVED
      3.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      3.2.   Prøvning med attraphoved på hel forrude
      3.2.1.   Antal prøveeksemplarer
      Fire prøveemner af den serie ruder, som har den mindste udfoldede overflade og fire prøveemner af den serie, som har den største udfoldede overflade, valgt i henhold til bestemmelserne i bilag 13, underkastes prøvninger.
      3.2.2.   Prøvningsmetode
      
                  3.2.2.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 3,1 i bilag 3 beskrevne.
               
            
                  3.2.2.2.
               
               Faldhøjden skal være 1,50 m 
                     .
            3.2.3.   Fortolkning af resultater
      
                  3.2.3.1.
               
               
                  Denne prøve anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              3.2.3.1.1.
                           
                           
                              Glaslaget knuses, samtidig med at der opstår adskillige cirkelformede revner centreret omtrentligt om anslagspunktet, idet de nærmeste revner skal ligge højst 80 mm fra anslagspunktet.
                           
                        
                              3.2.3.1.2.
                           
                           
                              Glaslaget skal fortsat hænge fast ved plastmellemlægget. Der tillades en eller flere løsninger af en bredde på 4 mm på hver side af revnen uden for en cirkel med en diameter på 60 mm med centrum i anslagspunktet.
                           
                        
                              3.2.3.1.3.
                           
                           
                              Der tillades en beskadigelse af mellemlægget over en længde på 35 mm på anslagssiden.
                           
                        
            
                  3.2.3.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med attraphoved, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
                  
                              3.2.3.2.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger har givet et tilfredsstillende resultat, eller
                           
                        
                              3.2.3.2.2.
                           
                           
                              En prøve giver et negativt resultat, men en ny serie prøver på en ny serie prøver på en ny serie prøveemner giver et tilfredsstillende resultat.
                           
                        
            3.3.   Prøvning med attraphoved på plane prøveemner
      3.3.1.   Antal prøveemner
      Seks plane prøveemner, der måler 1 100 mm × 500 mm , prøves.
      3.3.2.   Prøvningsmetode
      
                  3.3.2.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 3 i bilag 3 beskrevne.
               
            
                  3.3.2.2.
               
               Faldhøjden skal være 4 m 
                     .
            3.3.3.   Fortolkning af resultater
      
                  3.3.3.1.
               
               
                  Denne prøve anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              3.3.3.1.1.
                           
                           
                              Glaslaget giver efter og knuses, samtidig med at der opstår adskillige cirkelformede revner centreret omtrentlig om anslagspunktet
                           
                        
                              3.3.3.1.2.
                           
                           
                              Der tillades løsrivninger af mellemlægget, men attraphovedet må ikke gå igennem prøveemnet
                           
                        
                              3.3.3.1.3.
                           
                           
                              Ingen større glassplinter løsriver sig fra mellemlægget.
                           
                        
            
                  3.3.3.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med attraphoved, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
                  
                              3.3.3.2.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger har givet et tilfredsstillende resultat, eller
                           
                        
                              3.3.3.2.2.
                           
                           
                              En prøve giver et negativt resultat, men en ny serie prøver på en ny serie prøver på en ny serie prøveemner giver et tilfredsstillende resultat.
                           
                        
            4.   PRØVNING AF MEKANISK MODSTANDSDYGTIGHED
      4.1.   Vanskelighedsindeks, prøvningsmetode og fortolkning af resultaterne:
      Forskrifterne i punkt 4 i bilag 6 finder anvendelse.
      4.2.   Dog finder tredje forskrift i punkt 4.3.4.1 i 6 ikke anvendelse.
      5.   MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR PÅVIRKNINGER FRA OMGIVELSERNE
      5.1.   Prøvning af modstandsdygtigheden mod slid
      5.1.1.   Slidprøve på ydersiden
      
                  5.1.1.1.
               
               
                  Forskrifterne i punkt 5.1 i bilag 6 finder anvendelse.
               
            5.1.2.   Slidprøve på indersiden
      
                  5.1.2.1.
               
               
                  Forskrifterne i punkt 2 i bilag 9 finder anvendelse.
               
            5.2.   Prøvning ved høj temperatur
      Forskrifterne i punkt 5 i bilag 3 finder anvendelse.
      5.3.   Lyspåvirkningsprøve
      Forskrifterne i punkt 6.3 i bilag 3 finder anvendelse.
      5.4.   Prøvning af modstandsdygtigheden mod fugt
      Forskrifterne i punkt 7 i bilag 3 finder anvendelse.
      5.5.   Prøvning af modstandsdygtigheden over for temperaturændringer
      Forskrifterne i punkt 8 i bilag 3 finder anvendelse.
      6.   OPTISKE EGENSKABER
      Forskrifterne vedrørende de optiske egenskaber, der er anført i bilag 3, punkt 9, gælder for alle forrudetyper.
      7.   PRØVNING AF BRANDBESTANDIGHED
      Forskrifterne i punkt 10 i bilag 3 finder anvendelse.
      8.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR KEMISKE STOFFER
      Forskrifterne i punkt 11.2.1 i bilag 3 finder anvendelse.
   
   
      BILAG 11
      
         RUDER AF PLEXIGLAS BORTSET FRA FORRUDER
      
      1.   DEFINITION AF TYPEN
      Ruder af plexiglas bortset fra forruder anses for at tilhøre forskellige typer, såfremt de er forskellige med hensyn til mindst ét af de primære eller sekundære kendetegn:
      
                  1.1.
               
               
                  De primære kendetegn er:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              Fabriks- eller varemærke
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              Den tykkelseskategori, hvori den nominelle tykkelse »e« ligger, idet der tillades en fabrikations tolerance på ± 0,2 mm:
                              
                                          Kategori I
                                       
                                       
                                          e ≤ 3,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategori II
                                       
                                       
                                          3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
                                       
                                    
                                          Kategori III
                                       
                                       
                                          4,5 mm < e
                                       
                                    
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              Den nominelle tykkelse af det/de plastlag, der fungerer som mellemlæg.
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              Rudens nominelle tykkelse
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              Typen af det/de plastlag, der fungerer som mellemlæg (f. eks. PVB eller andet plastmateriale) og af det plastlag, der sidder på indersiden.
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              Enhver særlig behandling, som glaslaget kan have været underkastet.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  De sekundære kendetegn er følgende:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              Materialets art (spejlglas, floatglas, vinduesglas)
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              Farvning, helt eller delvis, af alle plastlag (farveløst eller tonet)
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              Glassets farvning (farveløst eller tonet)
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              Tilstedeværelse af uigennemsigtig solskærm eller ikke.
                           
                        
            2.   ALMINDELIGE FORSKRIFTER
      
                  2.1.
               
               
                  For så vidt angår ruder af plexiglas bortset fra forruder udføres prøvningerne på plane prøveemner, som enten er skåret ud fra normale ruder eller specielt fremstillet. I begge tilfælde skal prøveemnerne i enhver henseende være absolut repræsentative for produktionen af de ruder, for hvilke der ansøges om godkendelse.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Før hver prøvning opbevares prøveemnerne af plexiglas mindst 4 timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C. Prøvningerne finder sted så hurtigt som muligt, efter at emnerne er taget ud af det rum, hvor de har været opbevaret.
               
            
                  2.3.
               
               
                  Den rude, der er indsendt til godkendelse, anses for at opfylde bestemmelserne i nærværende bilag, såfremt den har samme sammensætning som en forrude, der allerede er godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 10.
               
            3.   PRØVNING MED ATTRAPHOVED
      3.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      3.2.   Antal prøveemner
      Seks plane prøveemner, der måler 1 100 mm × 500 mm , prøves.
      3.3.   Prøvningsmetode
      
                  3.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 3.1 i bilag 3 beskrevne.
               
            
                  3.3.2.
               
               Faldhøjden skal være 1,50 m 
                      mm.
            3.4.   Fortolkning af resultater
      
                  3.4.1.
               
               
                  Denne prøve anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              3.4.1.1.
                           
                           
                              Glaslaget knuses, og udviser adskillige revner.
                           
                        
                              3.4.1.2.
                           
                           
                              Beskadigelser i mellemlægget tillades, på betingelse af at dukkens hoved ikke går igennem prøveemnet.
                           
                        
                              3.4.1.3.
                           
                           
                              Ingen større glassplinter løsriver sig fra mellemlægget.
                           
                        
            
                  3.4.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med attraphoved, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
                  
                              3.4.2.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger har givet et tilfredsstillende resultat, eller
                           
                        
                              3.4.2.2.
                           
                           
                              En prøve giver et negativt resultat, men en ny serie prøver på en ny serie prøver på en ny serie prøveemner giver et tilfredsstillende resultat.
                           
                        
            4.   PRØVNING AF MEKANISK MODSTANDSDYGTIGHED — PRØVNING MED KUGLE PÅ 227 g
      
                  4.1.
               
               
                  Forskrifterne i punkt 4 i bilag 7 anvendes med undtagelse af tabellen i punkt 4.3.2, som erstattes af følgende:
                  
                              Nominel tykkelse
                           
                           
                              Faldhøjde
                           
                        
                              e ≤ 3,5 mm
                           
                           
                              5 m
                           
                           
                              
                                 
                           
                        
                              3,5 mm < e ≤4,5 mm
                           
                           
                              6 m
                           
                        
                              e > 4,5 mm
                           
                           
                              7 m
                           
                        
            
                  4.2.
               
               
                  Bestemmelserne i bilag 7, punkt 4.4.12 finder ikke anvendelse.
               
            5.   MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR PÅVIRKNINGER FRA OMGIVELSERNE
      5.1   Prøvning af modstandsdygtigheden mod slid
      5.1.1.   Slidprøve på ydersiden
      Forskrifterne i punkt 5.1 i bilag 7 finder anvendelse.
      5.1.2.   Slidprøve på indersiden
      Forskrifterne i punkt 2.1 i bilag 9 finder anvendelse.
      5.2.   Prøvning ved høj temperatur
      Forskrifterne i punkt 5 i bilag 3 finder anvendelse.
      5.3.   Lyspåvirkningsprøve
      Forskrifterne i punkt 6.3 i bilag 3 finder anvendelse.
      5.4.   Prøvning af modstandsdygtigheden mod fugt
      Forskrifterne i punkt 7 i bilag 3 finder anvendelse.
      5.5.   Prøvning af modstandsdygtigheden over for temperaturændringer
      Forskrifterne i punkt 8 i bilag 3 finder anvendelse.
      6.   OPTISKE EGENSKABER
      De i punkt 9.1 i bilag 3 anførte bestemmelser vedrørende den regelmæssige gennemgangskoefficient for lyset gælder for ruder eller dele af ruder, bortset fra forruder, der findes på steder, der spiller en væsentlig rolle for førerens udsyn.
      7.   PRØVNING AF BRANDBESTANDIGHED
      Forskrifterne i punkt 10 i bilag 3 finder anvendelse.
      8.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR KEMISKE STOFFER
      Forskrifterne i punkt 11 i bilag 3 finder anvendelse.
   
   
      BILAG 12
      
         DOBBELTRUDER
      
      1.   DEFINITION AF TYPEN
      Dobbeltruder anses for at tilhøre forskellige typer, såfremt de er forskellige med hensyn til mindst ét af følgende primære eller sekundære kendetegn:
      
                  1.1.
               
               
                  De primære kendetegn er:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              Fabriks- eller varemærke
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              Sammensætningen af dobbeltruden (symmetrisk, asymmetrisk)
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              Typen af hver af ruderne, som defineret i punkt 1 i bilag 5, 7 eller 11 til dette regulativ
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              Den nominelle bredde af rummet mellem de to ruder
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              Fastgørelsestypen.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  De sekundære kendetegn er:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              De sekundære kendetegn for hver af ruderne, som defineret i punkt 1.2 i bilag 5, 7 eller 11 til dette regulativ.
                           
                        
            2.   ALMINDELIGE FORSKRIFTER
      
                  2.1.
               
               
                  Hver af ruderne i dobbeltruden skal enten være typegodkendt eller underkastet kravene i det relevante bilag til dette regulativ (bilag 5,7 eller 11).
               
            
                  2.2.
               
               
                  De prøvninger, der udføres på dobbeltruder med en nominel bredde for mellemrummet »e«, anses for at gælde for alle dobbeltruder med de samme kendetegn og en nominel bredde af mellemrummet »e« ± 3 mm. Ansøgeren om godkendelse kan imidlertid indgive den prøve, der har det mindste mellemrum, og den, der har det største mellemrum, til prøvning.
               
            
                  2.3.
               
               
                  I forbindelse med dobbeltruder med mindst én rude af lamineret glas eller af plexiglas opbevares prøverne inden forsøget i mindst 4 timer ved en temperatur på 23 °C ± 2 °C. Prøvningerne udføres, så snart prøveemnerne er taget ud af beholderen, hvori de har været opbevaret.
               
            3.   PRØVNING MED ATTRAPHOVED
      3.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      3.2.   Antal prøveemner
      Seks prøveemner på 1 100 mm × 500 mm  underkastes prøvning for hver tykkelseskategori af hver enkelt af de ruder, dobbeltruden er opbygget af, og for hver af de i punkt 1.1.4 ovenfor anførte mellemrumsbredder.
      3.3.   Prøvningsmetode
      
                  3.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 3.1 i bilag 3 beskrevne.
               
            
                  3.3.2.
               
               Faldhøjden skal være 1,50 m 
                     .
            
                  3.3.3.
               
               
                  Hvis det drejer sig om en asymmetrisk dobbeltrude, udføres der tre prøver på den ene flade og tre prøver på den anden.
               
            3.4.   Fortolkning af resultater
      
                  3.4.1.
               
               
                  Dobbeltrude bestående af to ruder af glas med ensartet hærdning:
                  Prøvningen anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt begge elementer knuses.
               
            
                  3.4.2.
               
               
                  Dobbeltrude bestående af ruder af lamineret glas og/eller af plexiglas undtagen forruder:
                  Prøven anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              3.4.2.1.
                           
                           
                              prøveemnets to dele bøjes og knuses, idet der opstår adskillige cirkelformede revner, hvis centrum omtrent er anslagspunktet
                           
                        
                              3.4.2.2.
                           
                           
                              mellemlægget (eller mellemlæggene) kan revne, men dukkens hoved må ikke gå igennem
                           
                        
                              3.4.2.3.
                           
                           
                              der må ikke løsrives nogen større glassplinter fra mellemlægget.
                           
                        
            
                  3.4.3.
               
               
                  Dobbeltrude bestående af en rude af glas med ensartet hærdning og en rude af lamineret glas eller plexiglas bortset fra forruder:
                  
                              3.4.3.1.
                           
                           
                              ruden af hærdet glas knuses
                           
                        
                              3.4.3.2.
                           
                           
                              ruden af lamineret glas eller plexiglas giver efter og knuses, idet der opstår adskillige cirkelformede revner centreret omtrentligt om anslagspunktet
                           
                        
                              3.4.3.3.
                           
                           
                              mellemlægget (eller mellemlæggene) kan revne, men dukkens hoved må ikke gå igennem
                           
                        
                              3.4.3.4.
                           
                           
                              der må ikke løsrives nogen større glassplinter fra mellemlægget.
                           
                        
            
                  3.4.4.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med attraphoved, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
                  
                              3.4.4.1.
                           
                           
                              alle prøver giver et tilfredsstillende resultat
                           
                        
                              3.4.4.2.
                           
                           
                              en prøve giver et negativt resultat, men en ny serie prøver på en ny serie prøver på en ny serie prøveemner giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            4.   OPTISKE EGENSKABER
      Bestemmelserne vedrørende regelmæssig lysgennemgang i bilag 3, punkt 9.1 gælder for dobbeltruder eller dele af dobbeltruder, som er anbragt på steder af afgørende betydning for førerens udsyn.
   
   
      BILAG 13
      
         GRUPPEINDDELING AF FORRUDER MED HENBLIK PÅ GODKENDELSESPRØVNING
      
      1.   FØLGENDE ASPEKTER AF FORRUDER TAGES I BETRAGTNING:
      
                  1.1.
               
               
                  udfoldet flade
               
            
                  1.2.
               
               
                  segmenthøjde
               
            
                  1.3.
               
               
                  krumning.
               
            2.   EN GRUPPE BESTÅR AF EN TYKKELSESKATEGORI
      3.   KLASSIFICERINGEN SKER I STIGENDE RÆKKEFØLGE EFTER DEN UDFOLDEDE FLADES STØRRELSE
      Udvælgelsen sker blandt de fem største og de fem mindste efter følgende pointtildeling:
      
                  1 til den største
                  2 til den umiddelbart under 1
                  3 til den umiddelbart under 2
                  4 til den umiddelbart under 3
                  5 til den umiddelbart under 4
               
               
                  1 til den mindste
                  2 til den umiddelbart over 1
                  3 til den umiddelbart over 2
                  4 til den umiddelbart over 3
                  5 til den umiddelbart over 4
               
            4.   INDEN FOR HVER AF DE TO SERIER, SOM ER DEFINERET I PUNKT 3 OVENFOR, ANGIVES SEGMENTHØJDE SOM FØLGER:
      1 til største segmenthøjde
      2 til den næststørste
      3 til den tredjestørste,
      osv.
      5.   INDEN FOR HVER AF DE TO SERIER, SOM ER DEFINERET I PUNKT 3 OVENFOR, ANGIVES KRUMNING SOM FØLGER:
      1 til den mindste krumning
      2 til den næstmindste
      3 til den tredjemindste,
      osv.
      6.   POINTENE SAMMENTÆLLES FOR HVER FORRUDE I DE TO SERIER, DER ER DEFINERET I PUNKT 3
      
                  6.1.
               
               
                  Den forrude blandt de fem største områder og blandt de fem mindste, der har det laveste samlede pointtal, underkastes de komplette prøver, der er beskrevet i bilag 4, 6, 8, 9 og 10.
               
            
                  6.2.
               
               
                  De øvrige forruder i samme serie underkastes de prøvninger til kontrol af de optiske egenskaber, der er fastsat i punkt 9 i bilag 3.
               
            7.   Visse forruder, hvis parametre med hensyn til form og/eller krumningsradius viser betydelige forskelle i forhold til de ekstreme tilfælde i den udvalgte gruppe, kan ligeledes prøves, såfremt den tekniske tjeneste, der udfører prøvningen, skønner, at disse parametre kan få alvorlige negative virkninger.
      8.   Grænserne for gruppen fastsættes i forhold til forrudernes udfoldede overflader. Såfremt en forrude, der indgives til typegodkendelse, har en udfoldet flade, der falder uden for de fastsatte grænser og/eller en betydeligt større segmenthøjde eller en betydelig mindre krumningsradius, skal den anses for at tilhøre en ny type og underkastes supplerende prøvninger, såfremt den tekniske tjeneste finder det teknisk nødvendigt i betragtning af de foreliggende informationer vedrørende produktet og det anvendte materiale.
      9.   Såfremt en anden forrudemodel på et senere tidspunkt skulle blive produceret af indehaveren af en godkendelsestykkelse i en allerede typegodkendt tykkelseskategori:
      
                  9.1.
               
               
                  Det skal kontrolleres, om pågældende model kan omfattes af de fem største eller de fem mindste, der er udtaget til godkendelse i den pågældende gruppe.
               
            
                  9.2.
               
               
                  Der foretages pointtildelingen på ny efter den i punkt 3, 4 og 5 ovenfor beskrevne fremgangsmåde.
               
            
                  9.3.
               
               
                  Såfremt summen af de tildelte point til forruden, der er indgrupperet blandt de fem største eller de fem mindste:
                  
                              9.3.1.
                           
                           
                              er den laveste, underkastes den følgende prøver:
                              
                                          9.3.1.1.
                                       
                                       
                                          Forrude af hærdet glas:
                                          
                                                      9.3.1.1.1.
                                                   
                                                   
                                                      Brud- og splintringsprøve
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.1.2.
                                                   
                                                   
                                                      Prøvning med attraphoved
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.1.3.
                                                   
                                                   
                                                      Optisk forvrængning
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.1.4.
                                                   
                                                   
                                                      Adskillelse af sekundærbillede
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.1.5.
                                                   
                                                   
                                                      Lysgennemgang.
                                                   
                                                
                                    
                                          9.3.1.2.
                                       
                                       
                                          Forruder af almindeligt lamineret glas og forruder af plexiglas:
                                          
                                                      9.3.1.2.1.
                                                   
                                                   
                                                      Prøvning med attraphoved
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.2.2.
                                                   
                                                   
                                                      Optisk forvrængning
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.2.3.
                                                   
                                                   
                                                      Adskillelse af sekundærbillede
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.2.4.
                                                   
                                                   
                                                      Lysgennemgang.
                                                   
                                                
                                    
                                          9.3.1.3.
                                       
                                       
                                          For forruder af behandlet lamineret glas, prøvningerne i punkt 9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 og 9.3.1.2.
                                       
                                    
                                          9.3.1.4.
                                       
                                       
                                          For forruder beklædt med plast, prøvningerne i punkt 9.3.1.1 eller 9.3.1.2 (afhængigt af det relevante).
                                       
                                    
                        
                              9.3.2.
                           
                           
                              I modsat fald udføres kun de prøvninger for kontrol af optiske egenskaber, som foreskrives i punkt 9 i bilag 3.
                           
                        
            
   
      BILAG 14
      
         STIVE PLASTRUDER BORTSET FRA FORRUDER
      
      1.   DEFINITION AF TYPEN
      Ruder af stift plast anses for at tilhøre forskellige typer, hvis de er forskellige med hensyn til mindst ét af nedenstående primære eller sekundære kendetegn.
      
                  1.1.
               
               
                  De primære kendetegn er:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              fabriks- eller varemærker
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              materialets kemiske betegnelse
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              fabrikantens klassifikation af materialet
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              fremstillingsproces
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              form og dimensioner
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              nominel tykkelse: Tykkelsestolerancen for produkter i ekstruderet plast er ± 10 % af den nominelle tykkelse. For plastprodukter fremstillet ved andre teknikker (f.eks. støbte akrylplader) findes den accepterede tykkelsestolerance ved hjælp af ligningen (tykkelsestolerance (mm) = ± (0,4+0,1 e), hvor e er tykkelsen i millimeter. Referencestandarden er ISO 7823/1.
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              plastproduktets farvning
                           
                        
                              1.1.8.
                           
                           
                              overfladebeklædningens art.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  De sekundære kendetegn er følgende:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              Tilstedeværelse af elektriske ledere eller varmelegemer.
                           
                        
            2.   ALMINDELIGE FORSKRIFTER
      
                  2.1.
               
               
                  For så vidt angår ruder i stift plast udføres prøvningerne enten på plane prøveemner, som er absolut repræsentative for det færdige produkt, eller på de færdige dele. Alle optiske målinger udføres på rigtige dele.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Prøveemnerne skal gøres fri for beskyttelsesfilm og rengøres omhyggeligt før prøvningen.
               
            
                  2.2.1.
               
               
                  De opbevares i 48 timer ved en temperatur på 23 °C + 2 °C og ved en relativ fugtighed på 50 % + 5 %.
               
            
                  2.3.
               
               
                  Der oprettes klasser til beskrivelse af brudegenskaber under dynamisk belastning afhængigt af den pågældende anvendelse af plasten. Disse klasser vedrører det menneskelige hoveds sandsynlige kontakt med plastruden, og omfatter forskellige krav i forbindelse med prøvningen med attraphoved.
               
            3.   FLEKSIBILITETSPRØVNING
      3.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      3.2.   Antal prøveemner
      Et fladt prøveemne, der måler 300 mm × 25 mm, prøves.
      3.3.   Prøvningsmetode
      
                  3.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 12 i bilag 3 beskrevne.
               
            3.4.   Fortolkning af resultater
      For at et prøveemne eller prøveeksemplar kan betragtes som stift, skal dets lodrette afbøjning være under eller lig med 50 mm efter 60 sekunder.
      4.   PRØVNING MED ATTRAPHOVED
      4.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      4.2.   Antal prøveemner
      Seks plane prøveemner (1 170 × 570 +0/-2 mm) eller seks komplette dele prøves.
      4.3.   Prøvningsmetode
      
                  4.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 3.2 i bilag 3 beskrevne.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  For ruder som f.eks. skilleruder og adskillelsesvinduer med sandsynlighed for sammenstød (klassifikation VIII/A) skal faldhøjden være 3 m. Desuden skal HIC-værdien måles.
               
            
                  4.3.3.
               
               
                  For ruder som f.eks. sidevinduer, bagvinduer og soltage med mindsket sandsynlighed for sammenstød (klassifikation VIII/B), skal faldhøjden være 1,5 m. Desuden skal HIC-værdien måles.
               
            
                  4.3.4.
               
               
                  For ruder uden kontaktmulighed og for små vinduer i køretøjer samt alle vinduer i påhængskøretøjer (klassifikation VIII/C) foretages ingen prøvning med hovedattrap. Et lille vindue er et vindue, hvori der ikke kan ridses en cirkel med en diameter på 150 mm.
               
            4.4.   Fortolkning af resultater
      Prøven anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
      
                  4.4.1.
               
               
                  Prøveemnet er hverken gennembrudt eller knust i helt fra hinanden adskilte store stykker.
               
            
                  4.4.2.
               
               
                  HIC-værdien er under 1 000.
               
            
                  4.4.3.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til typegodkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med attraphoved, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              4.4.3.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger har givet et tilfredsstillende resultat, eller
                           
                        
                              4.4.3.2.
                           
                           
                              En prøve giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøver på en ny serie prøveemner giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            5.   PRØVNING AF MEKANISK MODSTANDSDYGTIGHED PRØVNING MED KUGLE PÅ 227 g
      5.1.   Vanskelighedsindseks for de sekundære kendetegn:
      
                  1)
               
               
                  uden elektriske ledere eller varmelegemer
               
            
                  2)
               
               
                  med elektriske ledere eller varmelegemer
               
            5.2.   Antal prøveemner
      10 plane prøveemner (300 × +10 +0/0 mm) eller 10 tilnærmelsesvis plane færdige dele prøves.
      5.3.   Prøvningsmetode
      
                  5.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 2.1 i bilag 3 foreskrevne.
               
            
                  5.3.2.
               
               
                  Faldhøjden for de forskellige tykkelsesværdier er anført i tabellen nedenfor:
                  
                              Rudetykkelse (mm)
                           
                           
                              Faldhøjde (m)
                           
                        
                              <3
                           
                           
                              2
                           
                        
                              4
                           
                           
                              3
                           
                        
                              5
                           
                           
                              4
                           
                        
                              > 6
                           
                           
                              5
                           
                        Ved mellemværdier for prøveemnets tykkelse i intervallet mellem 3 mm og 6 mm skal faldhøjden interpoleres.
               
            5.4.   Fortolkning af resultater
      
                  5.4.1.
               
               
                  Kugleprøvningen anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              —
                           
                           
                              kuglen går ikke igennem prøveemnet
                           
                        
                              —
                           
                           
                              prøveemnet knuses ikke i flere adskilte stykker.
                           
                        Revner og brud i ruden som følge af sammenstødet tillades imidlertid.
               
            
                  5.4.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med kuglen på 227 g, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              5.4.2.1.
                           
                           
                              Otte eller flere separate prøvninger giver et tilfredsstillende resultat fra faldhøjden.
                           
                        
                              5.4.2.2.
                           
                           
                              Tre eller flere prøvninger har givet et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøvninger udført på en ny serie prøveemner giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            5.5.   Prøvning med kugle på 227 g ved -18 °C ± 2 °C
      
                  5.5.1.
               
               
                  For at mindske temperaturændringen i prøveemnet, udføres prøvningen senest 30 sekunder efter, at prøveemnet er fjernet fra konditioneringsanordningen.
               
            
                  5.5.2.
               
               
                  Prøvningsmetoden skal være den i punkt 5.3 i dette bilag beskrevne, dog skal prøvetemperaturen være -18 °C ± 2 °C.
               
            
                  5.5.3.
               
               
                  Fortolkning af resultaterne foretages i overensstemmelse med punkt 5.4 i dette bilag.
               
            6.   PRØVNING AF VIND- OG VEJRBESTANDIGHEDEN
      6.1.   Prøvning af modstandsdygtigheden mod slid
      6.1.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 4 i bilag 3 finder anvendelse; prøvningen foretages i enten 1 000, 500 eller 100 cyklusser for at måle overfladeslid på produktet.
      6.1.2.   Tre plane kvadratiske prøveemner med sider på 100 mm for hver overfladetype underkastes prøvning.
      6.1.3.   Fortolkning af resultater
      
                  6.1.3.1.
               
               
                  I tilfælde af rudemateriale i klasse L skal slidprøvningen anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis den samlede lysspredning efterfølgende ikke overstiger 2 % efter 1 000 cyklusser på prøveeksemplarets ydre overflade og 4 % efter 100 cyklusser på prøveemnets indre overflade.
               
            
                  6.1.3.2.
               
               
                  I tilfælde af rudemateriale i klasse M skal slidprøvningen anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis den samlede lysspredning efterfølgende ikke overstiger 2 % efter 500 cyklusser på prøveeksemplarets ydre overflade og 4 % efter 100 cyklusser på prøveemnets indre overflade.
               
            
                  6.1.3.3.
               
               
                  Der kræves ingen slidprøvning for soltage.
               
            6.1.4.   En serie prøveeksemplarer, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
      
                  —
               
               
                  alle eksemplarerne opfylder kravene eller
               
            
                  —
               
               
                  en prøve giver utilfredsstillende resultat, men gentagelse af prøvningerne på en ny serie prøveeksemplarer giver tilfredsstillende resultat.
               
            6.2.   Prøvning for vejrbestandighed
      6.2.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 6.4 i bilag 3 finder anvendelse. Den samlede eksponering for ultraviolet bestråling med langbue-xenonlygten skal være 500 MJ/m2. Under bestrålingen eksponeres prøveemnerne for vandbestøvning i kontinuerlige cyklusser. Under en 120-timers-cyklus eksponeres prøveemnerne for lys uden vandbesprøjtning i 102 minutter og for lys med vandbesprøjtning i 18 minutter.
      
                  6.2.1.1.
               
               
                  Andre metoder, der giver tilsvarende resultater, tillades.
               
            6.2.2.   Antal prøveemner
      Tre plane prøveemner, der måler 40 mm × 500 mm, udskåret fra et plant eksemplar af en rude, prøves.
      6.2.3.   Fortolkning af resultater
      
                  6.2.3.1.
               
               
                  Bestandigheden over for simuleret vejrpåvirkning anses for at give et tilfredsstillende resultat, såfremt:
                  
                              6.2.3.1.1.
                           
                           
                              Den målte lysgennemgang, jf. bilag 3, punkt 9, ikke falder til under 95 % af værdien forud for vejerpåvirkningen. Hertil kommer, at værdien for vinduer af betydning for førerens sigtbarhed ikke må falde til under 70 %.
                           
                        
                              6.2.3.1.2.
                           
                           
                              Der må under vejrpåvirkningen ikke forekomme bobler eller synlig nedbrydning, misfarvning, uklarhed eller krakelering.
                           
                        
            6.2.4.   En serie prøveemner eller prøveeksemplarer, der fremstilles til godkendelse, anses for at være tilfredsstillende med hensyn til simuleret vejrpåvirkning, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:
      
                  6.2.4.1.
               
               
                  alle prøveemner giver et tilfredsstillende resultat
               
            
                  6.2.4.2.
               
               
                  et prøveemne giver et utilfredsstillende resultat, men en ny prøveserie udført på en ny serie prøveemner eller prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat.
               
            6.3.   Krydsskæringsprøvning
      6.3.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 13 i bilag 3 finder kun anvendelse på beklædte stive produkter.
      6.3.2.   Krydsskæringsprøvningen udføres på et af prøveemnerne i punkt 6.2.
      6.3.3.   Fortolkning af resultater
      
                  6.3.3.1
               
               
                  Krydsskæringsprøvningen anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt:
                  
                              6.3.3.1.1.
                           
                           
                              Krydsskæringsværdien Gt1 opnås.
                           
                        
            
                  6.3.3.2.
               
               
                  Prøveemnet anses for tilfredsstillende for så vidt angår godkendelse, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              6.3.3.2.1.
                           
                           
                              Prøvningen har givet tilfredsstillende resultat.
                           
                        
                              6.3.3.2.2.
                           
                           
                              En prøvning har givet et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøvninger udført på et resterende prøveemne fra prøvningen i 6.2 giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            6.4.   Prøvning af modstandsdygtigheden over for fugt
      6.4.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 7 i bilag 3 finder anvendelse.
      6.4.2.   Der foretages prøvning af 10 plane kvadratiske prøveemner med sider på 300 mm.
      6.4.3.   Fortolkning af resultater
      
                  6.4.3.1
               
               
                  Prøvningen af modstandsdygtighed over for fugt anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt:
                  
                              6.4.3.1.1.
                           
                           
                              der ikke forekommer nedbrydning såsom bobler eller uklarhed på nogen af prøveemnerne
                           
                        
                              6.4.3.1.2
                           
                           
                              og lysgennemgangen målt i henhold til punkt 9.1 i bilag 3 ikke falder til under 95 % af værdien forud for prøvningen og desuden ikke falder til under 70 % for et vindue af betydning for førerens udsyn.
                           
                        
            6.4.4.   Efter prøvning skal prøveemnerne opbevares i mindst 48 timer ved en temperatur på 23 °C ± 2 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % ± 5 % og derefter underkastes faldprøvning med kugle på 227 g som beskrevet i punkt 5 i dette bilag.
      7.   OPTISKE EGENSKABER
      Forskrifterne i punkt 9.1 i bilag 3 finder kun anvendelse på produkter, som har betydning for førerens udsyn.
      7.1.   Fortolkning af resultater
      En serie prøveeksemplarer, anses for tilfredsstillende, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
      
                  7.1.1.
               
               
                  Alle prøvninger giver et tilfredsstillende resultat.
               
            
                  7.1.2.
               
               
                  Et prøveemne giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøveemner giver tilfredsstillende resultater.
               
            8.   BRANDBESTANDIGHEDSPRØVE
      8.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 10 i bilag 3 finder anvendelse.
      8.2.   Fortolkning af resultater
      Brandbestandighedsprøvningen anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt brandhastigheden er mindre end 110 mm/min.
      
                  8.2.1.
               
               
                  For så vidt angår godkendelse anses en serie prøveeksemplarer for tilfredsstillende, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
                  
                              8.2.1.1.
                           
                           
                              Alle prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat.
                           
                        
                              8.2.1.2.
                           
                           
                              Et prøveeksemplar giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøveeksemplarer giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            9.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHEDEN OVER FOR KEMISKE STOFFER
      9.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 11 i bilag 3 finder anvendelse.
      9.2.   Fortolkning af resultater
      En serie prøveeksemplarer, anses for acceptable, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
      
                  9.2.1.
               
               
                  Alle prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat.
               
            
                  9.2.2
               
               
                  Et prøveeksemplar giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøveeksemplarer giver tilfredsstillende resultater.
               
            
   
      BILAG 15
      
         FLEKSIBLE PLASTRUDER BORTSET FRA FORRUDER
      
      1.   DEFINITION AF TYPEN
      Fleksible plastruder anses for at tilhøre forskellige typer, hvis de er forskellige med hensyn til mindst ét af nedenstående primære eller sekundære kendetegn.
      
                  1.1.
               
               
                  De primære kendetegn er:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              fabriks- eller varemærker
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              materialets kemiske betegnelse
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              fabrikantens klassifikation af materialet
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              fremstillingsproces
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              den nominelle tykkelse (e), idet der tillades en fabrikationstolerance på: ± (0,1 mm + 0,1 e); d > 0,1 mm
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              plastproduktets farvning
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              overfladebeklædningens/overfladebeklædningernes art.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  De sekundære kendetegn er følgende:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
                           
                        
            2.   ALMINDELIGE FORSKRIFTER
      
                  2.1.
               
               
                  For så vidt angår fleksible plastruder udføres prøvningerne på plane prøveemner, som enten er skåret ud fra færdige produkter eller specielt fremstillet. I begge tilfælde skal prøveemnerne i enhver henseende være absolut repræsentative for den produktion af ruder, for hvilken der ansøges om godkendelse.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Prøveemnerne skal gøres fri for beskyttelsesfilm og rengøres omhyggeligt før prøvningen.
               
            
                  2.2.1.
               
               
                  De opbevares i 48 timer ved en temperatur på 23 °C ± 2 °C og ved en relativ fugtighed på 50 % ± 5 %.
               
            3.   FLEKSIBILITETS- OG FOLDNINGSPRØVNING
      3.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      3.2.   Antal prøveemner
      Et plant prøveemne, der måler 300 mm × 25 mm, prøves.
      3.3.   Prøvningsmetode
      
                  3.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 12 i bilag 3 beskrevne.
               
            3.4.   Fortolkning af resultater
      For at et prøveemne eller prøveeksemplar kan betragtes som fleksibelt, skal dets lodrette afbøjning være over 50 mm efter 60 sekunder.
      10 sekunder efter en bøjeprøvning på 180°, må materialet ikke udvise tegn på brud ved bøjningspunktet.
      4.   PRØVNING AF MEKANISK MODSTANDSDYGTIGHED
      4.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      4.2.   Prøvning med kugle på 227 g ved 20 °C ± 5 °C
      4.2.1.   Antal prøveemner
      Der foretages prøvning af 10 plane kvadratiske prøveemner med sider på 300 + 10/– 0 mm.
      4.2.2.   Prøvningsmetode
      
                  4.2.2.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 2.1 i bilag 3 foreskrevne.
               
            
                  4.2.2.2.
               
               
                  Faldhøjden er 2 m for alle tykkelser.
               
            4.2.3.   Fortolkning af resultater
      
                  4.2.3.1.
               
               
                  Slagprøven med en kugle anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt kuglen ikke går igennem prøveemnet.
               
            
                  4.2.3.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med kuglen på 227 g, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              4.2.3.2.1.
                           
                           
                              Otte eller flere prøvninger giver et tilfredsstillende resultat fra faldhøjden.
                           
                        
                              4.2.3.2.2.
                           
                           
                              Højst to prøvninger har givet et utilfredsstillende resultat ved mindste faldhøjde, men en ny serie prøvninger udført på en ny serie prøveemner giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            4.3.   Prøvning med kugle på 227 g ved – 18 °C ± 2 °C
      
                  4.3.1.
               
               
                  For at mindske temperaturændringen i prøveemnet, udføres prøvningen senest 30 sekunder efter, at prøveemnet er fjernet fra konditioneringsanordningen.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  Prøvningsmetoden skal være den i punkt 4.4.2 i dette bilag beskrevne, dog skal prøveemnets temperatur være – 18 °C ± 2 °C.
               
            
                  4.3.3.
               
               
                  Fortolkning af resultaterne foretages i overensstemmelse med punkt 4.2.3 i dette bilag.
               
            5.   MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR PÅVIRKNINGER FRA OMGIVELSERNE
      5.1.   Prøvning for vejrbestandighed
      5.1.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 6.4 i bilag 3 finder anvendelse. Den samlede eksponering for ultraviolet bestråling med langbue-xenonlygten skal være 500 MJ/m2. Under bestrålingen eksponeres prøveemnerne for vandbestøvning i kontinuerlige cyklusser. Under en 120-timers-cyklus eksponeres prøveemnerne for lys uden vandbesprøjtning i 102 minutter og for lys med vandbesprøjtning i 18 minutter.
      
                  5.1.1.1.
               
               
                  Andre metoder, der giver tilsvarende resultater, tillades.
               
            5.1.2.   Antal prøveemner
      Tre plane prøveemner, der måler 40 mm × 500 mm, udskåret fra et plant eksemplar af en rude, prøves.
      5.1.3.   Fortolkning af resultater
      Prøvning af bestandigheden over for simuleret vejrpåvirkning anses for at give et tilfredsstillende resultat, såfremt:
      
                  5.1.3.1.
               
               
                  Den målte lysgennemgang, jf. bilag 3, punkt 9, ikke falder til under 95 % af værdien forud for vejerpåvirkningen. Hertil kommer, at værdien for vinduer af betydning for førerens sigtbarhed ikke må falde til under 70 %.
               
            
                  5.1.3.2.
               
               
                  Der må under vejrpåvirkningen ikke forekomme bobler eller synlig nedbrydning, misfarvning, uklarhed eller krakelering.
               
            5.1.4.   En serie prøveemner eller prøveeksemplarer, der fremstilles til godkendelse, anses for at være tilfredsstillende med hensyn til simuleret vejrpåvirkning, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:
      
                  5.1.4.1.
               
               
                  alle prøveemner giver et tilfredsstillende resultat
               
            
                  5.1.4.2.
               
               
                  et prøveemne giver et utilfredsstillende resultat, men en ny prøveserie udført på en ny serie prøveemner eller prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat.
               
            6.   OPTISKE EGENSKABER
      Forskrifterne i punkt 9.1 i bilag 3 finder kun anvendelse på produkter, som har betydning for førerens udsyn.
      6.1.   Fortolkning af resultater
      En serie prøveeksemplarer, anses for tilfredsstillende, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
      
                  6.1.1.
               
               
                  alle prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat
               
            
                  6.1.2.
               
               
                  et prøveeksemplar giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøveemner giver tilfredsstillende resultater.
               
            7.   BRANDBESTANDIGHEDSPRØVE
      7.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 10 i bilag 3 finder anvendelse.
      7.2.   Fortolkning af resultater
      Brandbestandighedsprøvningen anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt brandhastigheden er mindre end 110 mm/min.
      
                  7.2.1.
               
               
                  For så vidt angår godkendelse anses en serie prøveeksemplarer for tilfredsstillende, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
                  
                              7.2.1.1.
                           
                           
                              Alle prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat.
                           
                        
                              7.2.1.2.
                           
                           
                              Et prøveeksemplar giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøveeksemplarer giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            8.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHEDEN OVER FOR KEMISKE STOFFER
      8.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 11.2.1 i bilag 3 finder anvendelse.
      8.2.   Fortolkning af resultater
      En serie prøveeksemplarer, anses for acceptable, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
      
                  8.2.1.
               
               
                  alle prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat
               
            
                  8.2.2.
               
               
                  et prøveeksemplar giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøveeksemplarer giver tilfredsstillende resultater.
               
            
   
      BILAG 16
      
         DOBBELTRUDER AF STIFT PLAST
      
      1.   DEFINITION AF TYPEN
      Dobbeltruder anses for at tilhøre forskellige typer, såfremt de er forskellige med hensyn til mindst ét af følgende primære eller sekundære kendetegn:
      
                  1.1.
               
               
                  De primære kendetegn er:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              Fabriks- eller varemærke
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              De anvendte ruders kemiske betegnelse.
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              Fabrikantens klassifikation af ruderne.
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              De anvendte ruders tykkelse.
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              Vinduesfremstillingsprocesssen.
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              Bredden af mellemrummet mellem de anvendte ruder.
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              Plastrudernes farvning
                           
                        
                              1.1.8.
                           
                           
                              Overfladebeklædningens type og art.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  De sekundære kendetegn er følgende:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
                           
                        
            2.   ALMINDELIGE FORSKRIFTER
      
                  2.1.
               
               
                  Ved dobbeltruder i stift plast udføres prøvninger af enten plane prøveemner eller færdige dele, afhængigt af prøvningsforskrifterne.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Prøveemnerne skal føres fri for beskyttelsesfilm og rengøres før prøvningen. De opbevares i 24 timer ved en temperatur på 23 °C + 2 °C og ved en relativ fugtighed på 50 % + 5 % forud for prøvningen.
               
            
                  2.3.
               
               
                  Den nominelle tykkelsestolerance for produkter i ekstruderet plast er ±10 % af den nominelle tykkelse. For plastprodukter fremstillet ved andre teknikker (f.eks. støbte akrylplader) findes den accepterede tykkelsestolerance ved hjælp af ligningen:
                  
                               
                           
                           
                              tykkelsestolerance (mm) = ± (0,4 + 0,1 e)
                           
                        
                               
                           
                           
                              hvor e er rudens nominelle tykkelse.
                           
                        Referencestandarden er ISO 7823/1.
                  NB: Hvis tykkelsen ikke er konstant pga. formgivningsteknikker, foretages målingen af tykkelsen ved enhedens geometriske centrum.
               
            
                  2.4.
               
               
                  De prøvninger, der udføres på dobbeltruder i stift plast med en nominel bredde for mellemrummet »e«, anses for at gælde for alle dobbeltruder i stift plast med de samme kendetegn og en nominel bredde af mellemrummet »e« ± 5 mm.
                  Ansøgeren om godkendelse kan i stedet vælge at indsende de prøver, der har de største og mindste nominelle mellemrum.
               
            3.   FLEKSIBILITETSPRØVNING
      3.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      3.2.   Antal prøveemner
      Et prøveemne for hver anvendt rude i vinduet med målene 300 mm × 25 mm, prøves.
      3.3.   Prøvningsmetode
      
                  3.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 12 i bilag 3 beskrevne.
               
            3.4.   Fortolkning af resultater
      Den lodrette afvigelse af begge anvendte ruder skal være mindre end 50 mm efter 60 sekunder.
      4.   PRØVNING MED ATTRAPHOVED
      4.1.   Vanskelighedsindeks for de sekundære kendetegn
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      4.2.   Antal prøveemner
      Seks repræsentative vinduer med målene 1 170 × 570 mm (+0/-2 mm i begge retninger) prøves. Prøveeksemplarerne skal kunne fastholdes i kanterne.
      4.3.   Prøvningsmetode
      
                  4.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 3.2 i bilag 3 beskrevne. Anslaget foretages mod vinduets inderside.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  For ruder som f.eks. skilleruder og adskillelsesvinduer med høj sandsynlighed for sammenstød skal faldhøjden være 3 m.
                  Desuden måles HIC-værdien.
               
            
                  4.3.3.
               
               
                  For ruder som sidevinduer, bagvinduer og soltage, som har mindre sandsynlighed for sammenstød, skal faldhøjden være 1,5 m.
                  Desuden måles HIC-værdien.
               
            
                  4.3.4.
               
               
                  For ruder uden kontaktmulighed, f.eks. vinduer i påhængskøretøjer og små vinduer, foretages ingen prøvning med hovedattrap. Et lille vindue er et vindue, hvori der ikke kan ridses en cirkel med en diameter på 150 mm.
               
            4.4.   Fortolkning af resultater
      Prøven anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
      
                  4.4.1.
               
               
                  Prøveemnet er hverken penetreret eller knust i helt fra hinanden adskilte store stykker.
               
            
                  4.4.2.
               
               
                  HIC-værdien er under 1 000.
               
            
                  4.4.3.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til typegodkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med attraphoved, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              4.4.3.1.
                           
                           
                              Alle prøvninger har givet et tilfredsstillende resultat, eller
                           
                        
                              4.4.3.2.
                           
                           
                              en prøve giver et negativt resultat, men en ny serie prøver på en ny serie prøver på en ny serie prøveemner giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            5.   PRØVNING AF DEN MEKANISKE MODSTANDSDYGTIGHED – PRØVNING MED KUGLE PÅ 227 g
      5.1.   Vanskelighedsindseks for de sekundære kendetegn:
      Ingen af de sekundære kendetegn tages i betragtning.
      5.2.   Antal prøveemner
      10 plane prøveemner af den ydre rude i enheden eller 10 færdige dele i størrelsen300 mm × 0 mm +10/-0 mm, prøves.
      5.3.   Prøvningsmetode
      
                  5.3.1.
               
               
                  Den metode, der skal anvendes, er den i punkt 2.1 i bilag 3 foreskrevne.
                  Anslaget foretages mod prøvevinduets yderside.
               
            
                  5.3.2.
               
               
                  Faldhøjden for de forskellige tykkelsesværdier for vinduets ydre del er anført i tabellen nedenfor:
                  
                              Tykkelse af yderrude (mm)
                           
                           
                              Faldhøjde (m)
                           
                        
                              < 3
                           
                           
                              2
                           
                        
                              4
                           
                           
                              3
                           
                        
                              5
                           
                           
                              4
                           
                        
                              > 6
                           
                           
                              5
                           
                        Ved tykkelsesværdier i mellemområdet i intervallet mellem 3 mm og 6 mm skal faldhøjden interpoleres.
               
            5.4.   Fortolkning af resultater
      
                  5.4.1.
               
               
                  Kugleprøvningen anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              —
                           
                           
                              kuglen går ikke igennem prøveemnet
                           
                        
                              —
                           
                           
                              prøveemnet knuses ikke i flere adskilte stykker.
                           
                        
            
                  5.4.2.
               
               
                  En serie prøveemner, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende med hensyn til prøvning med kuglen på 227 g, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              5.4.2.1.
                           
                           
                              Otte eller flere separate prøvninger giver et tilfredsstillende resultat fra faldhøjden.
                           
                        
                              5.4.2.2.
                           
                           
                              Tre eller flere prøvninger har givet et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøvninger udført på en ny serie prøveemner giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            5.5.   Prøvning med kugle på 227 g ved -18 °C ± 2 °C
      
                  5.5.1.
               
               
                  For at mindske temperaturændringen i prøveemnet, udføres prøvningen senest 30 sekunder efter, at prøveemnet er fjernet fra konditioneringsanordningen.
               
            
                  5.5.2.
               
               
                  Prøvningsmetoden skal være den i punkt 5.3 i dette bilag beskrevne, dog skal prøvetemperaturen være -18 °C ± 2 °C.
               
            
                  5.5.3.
               
               
                  Fortolkning af resultaterne foretages i overensstemmelse med punkt 5.4 i dette bilag.
               
            6.   PRØVNING AF VIND- OG VEJRBESTANDIGHEDEN
      6.1.   Prøvning af modstandsdygtigheden mod slid
      6.1.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 4 i bilag 3 finder anvendelse; prøvningen foretages i enten 1 000, 500 eller 100 cyklusser for at måle overfladeslid på produktet.
      6.1.2.   Tre plane kvadratiske prøveemner med sider på 100 mm for hver overfladetype underkastes prøvning.
      6.1.3.   Fortolkning af resultater
      
                  6.1.3.1.
               
               
                  I tilfælde af rudemateriale i klasse L skal slidprøvningen anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis den samlede lysspredning efterfølgende ikke overstiger 2 % efter 1 000 cyklusser på prøveemnets ydre overflade og 4 % efter 100 cyklusser på prøveemnets indre overflade.
               
            
                  6.1.3.2.
               
               
                  I tilfælde af rudemateriale i klasse M skal slidprøvningen anses for at give et tilfredsstillende resultat, hvis den samlede lysspredning efterfølgende ikke overstiger 2 % efter 500 cyklusser på prøveemnets ydre overflade og 4 % efter 100 cyklusser på prøveemnets indre overflade.
               
            
                  6.1.3.3.
               
               
                  Der kræves ingen slidprøvning for soltage.
               
            6.1.4.   En serie prøveeksemplarer, der er indsendt til godkendelse, anses for tilfredsstillende, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
      
                  —
               
               
                  alle eksemplarerne opfylder kravene eller
               
            
                  —
               
               
                  en prøve giver utilfredsstillende resultat, men gentagelse af prøvningerne på en ny serie prøveeksemplarer giver tilfredsstillende resultat.
               
            6.2.   Prøvning for vejrbestandighed
      6.2.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 6.4 i bilag 3 finder anvendelse. Den samlede eksponering for ultraviolet bestråling med langbue-xenonlygten skal være 500 MJ/m2. Under bestrålingen eksponeres prøveemnerne for vandbestøvning i kontinuerlige cyklusser. Under en 120-timers-cyklus eksponeres prøveemnerne for lys uden vandbesprøjtning i 102 minutter og for lys med vandbesprøjtning i 18 minutter.
      
                  6.2.1.1.
               
               
                  Andre metoder, der giver tilsvarende resultater, tillades.
               
            6.2.2.   Antal prøveemner
      Tre plane prøveemner, der måler 130 mm × 40 mm, udskåret fra den ydre rude, prøves.
      6.2.3.   Fortolkning af resultater
      
                  6.2.3.1.
               
               
                  Bestandigheden over for simuleret vejrpåvirkning anses for at give et tilfredsstillende resultat, såfremt:
                  
                              6.2.3.1.1.
                           
                           
                              Den målte lysgennemgang, jf. bilag 3, punkt 9, ikke falder til under 95 % af værdien forud for vejerpåvirkningen. Hertil kommer, at værdien for vinduer af betydning for førerens sigtbarhed ikke må falde til under 70 %.
                           
                        
                              6.2.3.1.2.
                           
                           
                              Der må under vejrpåvirkningen ikke forekomme bobler eller synlig nedbrydning, misfarvning, uklarhed eller krakelering.
                           
                        
            6.2.4.   En serie prøveemner eller prøveeksemplarer, der fremstilles til godkendelse, anses for at være tilfredsstillende med hensyn til simuleret vejrpåvirkning, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:
      
                  6.2.4.1.
               
               
                  alle prøveemner giver et tilfredsstillende resultat
               
            
                  6.2.4.2.
               
               
                  et prøveemne giver et utilfredsstillende resultat, men en ny prøveserie udført på en ny serie prøveemner eller prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat.
               
            6.3.   Krydsskæringsprøvning
      6.3.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 13 i bilag 3 finder kun anvendelse på beklædte produkter.
      6.3.2.   Krydsskæringsprøvningen udføres på et af prøveemnerne i punkt 6.2.
      6.3.3.   Fortolkning af resultater
      
                  6.3.3.1.
               
               
                  Krydsskæringsprøvningen anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt:
                  krydsskæringsværdien Gt1 opnås.
               
            
                  6.3.3.2.
               
               
                  Prøveemnet anses for tilfredsstillende for så vidt angår godkendelse, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:
                  
                              6.3.3.2.1.
                           
                           
                              prøvningen har givet tilfredsstillende resultat
                           
                        
                              6.3.3.2.2.
                           
                           
                              en prøvning har givet et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøvninger udført på et resterende prøveemne fra prøvningen i punkt 6.2 giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            6.4.   Prøvning af modstandsdygtigheden mod fugt
      6.4.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 7 i bilag 3 finder anvendelse.
      6.4.2.   Der foretages prøvning af 10 kvadratiske prøveemner eller -vinduer med sider på 300 mm.
      6.4.3.   Fortolkning af resultater
      
                  6.4.3.1.
               
               
                  Prøvningen af modstandsdygtighed over for fugt anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt:
                  
                              6.4.3.1.1.
                           
                           
                              der ikke forekommer nedbrydning såsom bobler eller uklarhed på nogen af prøveemnerne
                           
                        
                              6.4.3.1.2.
                           
                           
                              og lysgennemgangen målt i henhold til punkt 9.1 i bilag 3 ikke falder til under 95 % af værdien forud for prøvningen og desuden ikke falder til under 70 % for et vindue af betydning for førerens udsyn.
                           
                        
            6.4.4.   Efter prøvning skal prøveemnerne opbevares i mindst 48 timer ved en temperatur på 23 °C ± 2 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % ± 5 % og derefter underkastes faldprøvning med kugle på 227 g som beskrevet i punkt 5 i dette bilag.
      7.   OPTISKE EGENSKABER
      Forskrifterne i punkt 9.1 i bilag 3 finder kun anvendelse på produkter, som har betydning for førerens udsyn.
      7.1   Fortolkning af resultater
      En serie prøveeksemplarer, anses for tilfredsstillende, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
      
                  7.1.1.
               
               
                  alle prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat
               
            
                  7.1.2.
               
               
                  et prøveeksemplar giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøveemner giver tilfredsstillende resultater.
               
            8.   BRANDBESTANDIGHEDSPRØVE
      8.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 10 i bilag 3 finder anvendelse.
      8.2.   Fortolkning af resultater
      Prøven skal udføres separat på begge dobbeltrudens overflader.
      Brandbestandighedsprøvningen anses for at have givet et tilfredsstillende resultat, såfremt brandhastigheden er mindre end 110 mm/min.
      
                  8.2.1.
               
               
                  For så vidt angår godkendelse anses en serie prøveeksemplarer for tilfredsstillende, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
                  
                              8.2.1.1.
                           
                           
                              Alle prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat.
                           
                        
                              8.2.1.2.
                           
                           
                              Et prøveeksemplar giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøveeksemplarer giver tilfredsstillende resultater.
                           
                        
            9.   PRØVNING AF MODSTANDSDYGTIGHEDEN OVER FOR KEMISKE STOFFER
      9.1.   Vanskelighedsindeks og prøvningsmetode
      Forskrifterne i punkt 11 i bilag 3 finder anvendelse.
      Der foretages kun prøvning af prøveemner, der er repræsentative for dobbeltrudens ydre overflade.
      9.2.   Fortolkning af resultater
      En serie prøveeksemplarer, anses for acceptable, såfremt en af følgende to betingelser er opfyldt:
      
                  9.2.1.
               
               
                  alle prøveeksemplarer giver et tilfredsstillende resultat
               
            
                  9.2.2.
               
               
                  et prøveeksemplar giver et utilfredsstillende resultat, men en ny serie prøveeksemplarer giver tilfredsstillende resultater.
               
            
   
      BILAG 17
      
         Måling af segmenthøjderne og anslagspunkternes placering
      
      
         Figur 1
      
      
         Bestemmelse af segmenthøjden »h«
      
      
         
      Ved sikkerhedsruder med enkelt krumning vil segmenthøjden være lig med: h1 maksimum.
      Ved sikkerhedsruder med dobbelt krumning vil segmenthøjden være lig med: h1 maksimum + h2 maksimum.
      
         Figur 2
      
      
         Foreskrevne anslagspunkter for forruder
      
      
         
      
         Figur 3a), 3b) og 3c)
      
      
         Foreskrevne anslagspunkter for ruder af glas med ensartet hærdning
      
      
         Figur 3a)
      
      
         Plan glasrude
      
      
         
      
         Figur 3b)
      
      
         Plan glasrude
      
      
         
      
         Figur 3c)
      
      
         Krum glasrude
      
      
         
      Punkterne »2«, som vises i figur 3a), 3b) og 3c) er eksempler på placeringen af det i punkt 2.5 i bilag 5 foreskrevne punkt »2«.
   
   
      BILAG 18
      
         Metode til bestemmelse af prøvningszonerne på forruder på køretøjer i forhold til »V«-punkterne
      
      1.   V-PUNKTERNES POSITION
      1.1.   V-punkternes position i forhold til R-punktet (se bilag 19 til dette regulativ) som angivet af XYZ-koordinaterne i det tredimensionale referencesystem vises i tabel 1 og 2.
      1.2.   I tabel 1 ses de grundlæggende koordinater for en konstruktiv bestemt hældningsvinkel for ryglænet på 25°. Aksernes positive retning er angivet i figur 3 i dette bilag.
      
         Tabel 1
      
      
                  V-punkt
               
               
                  a
               
               
                  b
               
               
                  c d)
               
            
                  V1
                  
               
               
                  68 mm
               
               
                  –5 mm
               
               
                  665 mm
               
            
                  V2
                  
               
               
                  68 mm
               
               
                  –5 mm
               
               
                  589 mm
               
            1.3.   Korrektioner for konstruktivt bestemte hældningsvinkler for ryglænet, der afviger fra 25°
      
                  1.3.1.
               
               
                  I tabel 2 ses de supplerende korrektioner, der skal foretages i X - og Z-koordinaterne for hvert V-punkt, når den konstruktivt bestemte hældningsvinkel for ryglænet afviger fra 25°. Aksernes positive retning er angivet i figur 3 i dette bilag.
                  
                     Tabel 2
                  
                  
                              Ryglænets hældningsvinkel
                              (i °)
                           
                           
                              Vandrette koordinater
                              X
                           
                           
                              Lodrette koordinater
                              Z
                           
                        
                              5
                           
                           
                              – 186 mm
                           
                           
                              28 mm
                           
                        
                              6
                           
                           
                              – 176 mm
                           
                           
                              27 mm
                           
                        
                              7
                           
                           
                              – 167 mm
                           
                           
                              27 mm
                           
                        
                              8
                           
                           
                              – 157 mm
                           
                           
                              26 mm
                           
                        
                              9
                           
                           
                              – 147 mm
                           
                           
                              26 mm
                           
                        
                              10
                           
                           
                              – 137 mm
                           
                           
                              25 mm
                           
                        
                              11
                           
                           
                              – 128 mm
                           
                           
                              24 mm
                           
                        
                              12
                           
                           
                              – 118 mm
                           
                           
                              23 mm
                           
                        
                              13
                           
                           
                              – 109 mm
                           
                           
                              22 mm
                           
                        
                              14
                           
                           
                              –99 mm
                           
                           
                              21 mm
                           
                        
                              15
                           
                           
                              –90 mm
                           
                           
                              20 mm
                           
                        
                              16
                           
                           
                              –81 mm
                           
                           
                              18 mm
                           
                        
                              17
                           
                           
                              –71 mm
                           
                           
                              17 mm
                           
                        
                              18
                           
                           
                              –62 mm
                           
                           
                              15 mm
                           
                        
                              19
                           
                           
                              –53 mm
                           
                           
                              13 mm
                           
                        
                              20
                           
                           
                              –44 mm
                           
                           
                              11 mm
                           
                        
                              21
                           
                           
                              –35 mm
                           
                           
                              9 mm
                           
                        
                              22
                           
                           
                              –26 mm
                           
                           
                              7 mm
                           
                        
                              23
                           
                           
                              –17 mm
                           
                           
                              5 mm
                           
                        
                              24
                           
                           
                              –9 mm
                           
                           
                              2 mm
                           
                        
                              25
                           
                           
                              0 mm
                           
                           
                              0 mm
                           
                        
                              26
                           
                           
                              9 mm
                           
                           
                              –3 mm
                           
                        
                              27
                           
                           
                              17 mm
                           
                           
                              –5 mm
                           
                        
                              28
                           
                           
                              26 mm
                           
                           
                              –8 mm
                           
                        
                              29
                           
                           
                              34 mm
                           
                           
                              –11 mm
                           
                        
                              30
                           
                           
                              43 mm
                           
                           
                              –14 mm
                           
                        
                              31
                           
                           
                              51 mm
                           
                           
                              –17 mm
                           
                        
                              32
                           
                           
                              59 mm
                           
                           
                              –21 mm
                           
                        
                              33
                           
                           
                              67 mm
                           
                           
                              –24 mm
                           
                        
                              34
                           
                           
                              76 mm
                           
                           
                              –28 mm
                           
                        
                              35
                           
                           
                              84 mm
                           
                           
                              –31 mm
                           
                        
                              36
                           
                           
                              92 mm
                           
                           
                              –35 mm
                           
                        
                              37
                           
                           
                              100 mm
                           
                           
                              –39 mm
                           
                        
                              38
                           
                           
                              107 mm
                           
                           
                              –43 mm
                           
                        
                              39
                           
                           
                              115 mm
                           
                           
                              –47 mm
                           
                        
                              40
                           
                           
                              123 mm
                           
                           
                              –52 mm
                           
                        
            2.   PRØVNINGSZONER
      
                  2.1.
               
               
                  Ud fra V-punkterne bestemmes to prøvningszoner.
               
            
                  2.2.
               
               
                  »Prøvningszone A« er den zone på forrudens yderside, der afgrænses af skæringspunktet for følgende fire planer (se figur 1):
                  
                              a)
                           
                           
                              et plan, der er rettet 3° opad i forhold til X-aksen og går gennem V1 og parallelt med Y-aksen (plan 1)
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              et plan, der er rettet 1° nedad i forhold til X-aksen og går gennem V2 og parallelt med Y-aksen (plan 2)
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              et lodret plan, der går gennem V1 og V2 og danner en vinkel på 13° til venstre for X-aksen på venstrestyrede køretøjer og til højre for X-aksen på højrestyrede køretøjer (plan 3)
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              et lodret plan, der går gennem V1 og V2 og danner en vinkel på 20° til højre for X-aksen på venstrestyrede køretøjer og til venstre for X-aksen på højrestyrede køretøjer (plan 4).
                           
                        
            
                  2.3.
               
               
                  »Prøvningszone B« er den zone på forrudens yderside, der afgrænses af skæringspunktet for følgende fire planer:
                  
                              a)
                           
                           
                              et plan, der er rettet 7° opad i forhold til X-aksen og går gennem V1 og parallelt med Y-aksen (plan 5)
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              et plan, der er rettet 5° nedad i forhold til X-aksen og går gennem V2 og parallelt med Y-aksen (plan 6)
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              et lodret plan, der går gennem V1 og V2 og danner en vinkel på 17° til venstre for X-aksen på venstrestyrede køretøjer og til højre for X-aksen på højrestyrede køretøjer (plan 7)
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              et plan, der er symmetrisk med det plan 7 i forhold til køretøjets længdemidterplan (plan 8).
                           
                        
            
                  2.4.
               
               
                  »Den reducerede prøvningszone B« er zone B med undtagelse af følgende områder (1) (se figur 2 og 3):
                  
                              2.4.1.
                           
                           
                              prøvningszone A, som defineret i punkt 2.2, udvidet i overensstemmelse med punkt 9.2.2.1 i bilag 3
                           
                        
                              2.4.2.
                           
                           
                              efter køretøjsfabrikantens skøn anvendes et af følgende to punkter:
                              
                                          2.4.2.1.
                                       
                                       
                                          eventuel uigennemsigtig solskærm, som nedadtil afgrænses af plan 1 og til siden af plan 4 og dets symmetriplan i forhold til køretøjets længdemidterplan (plan 4), eller
                                       
                                    
                                          2.4.2.2.
                                       
                                       
                                          en eventuel uigennemsigtig solskærm, som nedadtil afgrænses af plan 1, forudsat at den befinder sig i et 300 mm bredt område, hvis midterlinje ligger i køretøjets længdemidterplan, og som under sporet for plan 5 ligger i et område, der i siderne afgrænses af sporene for de planer, som går parallelt på sporet for henholdsvis plan 4 og 4' gennem afgrænsningslinjerne for et 150 mm bredt segment (2).
                                       
                                    
                        
                              2.4.3.
                           
                           
                              en eventuel uigennemsigtig solskærm, der på forrudens yderside afgrænses af skæringspunktet med:
                              
                                          a)
                                       
                                       
                                          et plan, der er rettet 4° nedad i forhold til X-aksen og går gennem V2 og parallelt med Y-aksen (plan 9)
                                       
                                    
                                          b)
                                       
                                       
                                          plan 6
                                       
                                    
                                          c)
                                       
                                       
                                          plan 7 og 8 eller kanten af forrudens yderside, hvis skæringspunktet for plan 6 med plan 7 (eller plan 6 med plan 8) ikke krydser forrudens yderside
                                       
                                    
                        
                              2.4.4.
                           
                           
                              en eventuel uigennemsigtig solskærm, der på forrudens yderside afgrænses af skæringspunktet med:
                              
                                          a)
                                       
                                       
                                          et vandret plan, der går gennem V1 (plan 10)
                                       
                                    
                                          b)
                                       
                                       
                                          plan 3 (3)
                                          
                                       
                                    
                                          c)
                                       
                                       
                                          plan 7 (4) eller kanten af forrudens yderside, hvis skæringspunktet for plan 6 med plan 7 (eller plan 6 med plan 8) ikke krydser forrudens yderside
                                       
                                    
                                          d)
                                       
                                       
                                          plan 9
                                       
                                    
                        
                              2.4.5.
                           
                           
                              et område på 25 mm målt fra kanten af forrudens udvendige side eller fra en uigennemsigtig solskærm. Dette område må ikke strække sig ind i den udvidede prøvningszone A.
                           
                        
            
                  2.5.
               
               
                  Definition af referencepunkter (se figur 3)
                  Referencepunkterne er de punkter, hvor de linjer, der i fremadgående retning udgår fra V-punkterne, skærer forrudens yderside:
                  
                              2.5.1.
                           
                           
                              øvre lodrette referencepunkt beliggende foran V1 og 7° over vandret (Pr1)
                           
                        
                              2.5.2.
                           
                           
                              nedre lodrette referencepunkt beliggende foran V2 og 5° under vandret (Pr2)
                           
                        
                              2.5.3
                           
                           
                              vandrette referencepunkt beliggende foran V1 og 17° til venstre (Pr3)
                           
                        
                              2.5.4.
                           
                           
                              tre yderligere referencepunkter, som er symmetriske med de i punkt 2.5.1-2.5.3 definerede punkter i forhold til køretøjets længdemidterplan (henholdsvis P'r1, P'r2, P'r3).
                           
                        
                     Figur 1
                  
                  
                     Prøvningszone »A« (eksempel fra et venstrestyret køretøj)
                  
                  
                     
                  
                     Figur 2a
                  
                  
                     Den reducerede prøvningszone »B« (eksempel fra venstrestyret køretøj) — øvre uigennemsigtigt område, jf. punkt 2.4.2.2.
                  
                  
                     
                  
                     Figur 2b
                  
                  
                     Den reducerede prøvningszone »B« (eksempel fra venstrestyret køretøj) — øvre uigennemsigtigt område, jf. punkt 2.4.2.1.
                  
                  
                     
                  
                     Figur 3
                  
                  
                     Bestemmelse af referencepunkterne (eksempel fra venstrestyret køretøj)
                  
                  
                     
               
            
         (1)  Idet der dog tages højde for, at de i punkt 2.5 definerede referencepunkter skal være placeret i det transparente område.
      
         (2)  Målt på forrudens yderside og ved sporet for plan 1.
      
         (3)  For forrudens anden side: med et symmetriplan for plan 3 i forhold til køretøjets længdemidterplan.
      
         (4)  For forrudens anden side: med plan 8.
   
   
      BILAG 19
      
         Metode til bestemmelse af H-punkt og faktisk torsovinkel for siddepladser i motorkøretøjer
      
      1.   FORMÅL
      Den i dette bilag beskrevne metode anvendes til bestemmelse af H-punkt og faktisk torsovinkel for en eller flere siddepladser i et motorkøretøj og til efterprøvning af sammenhængen mellem målte data og de konstruktivt bestemte specifikationer, som er angivet af fabrikanten. (1)
      
      2.   DEFINITIONER
      I dette bilag forestås ved:
      2.1.   »Referencedata«: en eller flere af følgende specifikationer for siddepladsen:
      2.2.   »Tredimensional H-punktmaskine«: (3-D H-maskine): anordning til bestemmelse af H-punkter og faktiske torsovinkler. Denne anordning er beskrevet i tillæg 1 til dette bilag.
      2.3.   »H-punkt«: omdrejningscentrum for torso og lår af 3-D H-maskinen, når denne er anbragt i køretøjets sæde i overensstemmelse med punkt 3 nedenfor. H-punktet er placeret i centrum af anordningens centerlinje, som ligger mellem sigtekornene for »H«-punktet på begge sider af 3-D H-maskinen. H-punktet svarer teoretisk til R-punktet (vedr. tolerancer henvises til punkt 3.2.2 nedenfor). Når H-punktet er bestemt efter fremgangsmåden i punkt 4, betragtes H-punktet som fastliggende i forhold til sædehyndens konstruktion og flytter sammen med denne, når sædet justeres.
      2.4.   »R-punkt« eller »sædets referencepunk«: et konstruktivt bestemt punkt, som fastlægges af køretøjsfabrikanten for hver siddeplads, og er bestemt i forhold til det tredimensionale referencesystem.
      2.5.   »Torsolinje«: midteraksen af 3-D H-maskinens målestok, når denne er ført helt tilbage.
      2.6.   »Faktisk torsovinkel«: vinklen mellem en lodret linje gennem H-punktet og torsolinjen, målt med 3-D H-maskinens rygvinkelkvadrant. Den faktiske torsovinkel svarer teoretisk til den konstruktivt bestemte torsovinkel (vedrørende tolerancer henvises til punkt 3.2.2. nedenfor).
      2.7.   »Konstruktivt bestemt torsovinkel«: vinklen som målt mellem en lodret linje gennem punktet »R« og torsolinjen i en stilling, der svarer til den position for ryglænet, som fabrikanten har beregnet.
      2.8.   »Førerens/passagerens midterplan« (CPO): midterplanet af 3-D H-maskinen, som er anbragt på hver af de foreskrevne siddepladser; det repræsenteres af H-punktets koordinat på Y-aksen. For enkeltsæder falder sædets midterplan sammen med passagerens/førerens midterplan. For de øvrige sæder angives førerens/passagerens midterplan af fabrikanten.
      2.9.   »Tredimensionalt referenceplan«: et system svarende til det, der er beskrevet i tillæg 2 til dette bilag.
      2.10.   »Referencemærker«: fysiske punkter (huller, overflader, mærker eller fordybninger) på karrosseriets overflade som defineret af fabrikanten.
      2.11.   »Køretøjets målestilling«: køretøjets position, bestemt ved referencemærkernes koordinater i det tredimensionale referencesystem.
      3.   FORSKRIFTER
      3.1.   Datapræsentation
      For hver siddeplads, for hvilken der kræves referencedata til at godtgøre overensstemmelsen med dette regulativs bestemmelser, skal alle nedenstående data eller et passende udvalg heraf forelægges i den form, der er angivet i tillæg 3 til dette bilag:
      
                  3.1.1.
               
               
                  R-punktets koordinater i det tredimensionale referencesystem
               
            
                  3.1.2.
               
               
                  den konstruktivt bestemte torsovinkel
               
            
                  3.1.3.
               
               
                  alle angivelser, som er nødvendige for indstilling af sædet (såfremt det er indstilleligt) i den i punkt 4.3 nedenfor fastlagte måleposition.
               
            3.2.   Forhold mellem måleværdier og konstruktivt bestemte specifikationer
      
                  3.2.1.
               
               
                  H-punktets koordinater og værdien af den faktiske torsovinkel, som fremkommer ved den i punkt 4 nedenfor beskrevne fremgangsmåde, sammenholdes med henholdsvis R-punktets koordinater og værdien af den konstruktivt bestemte torsovinkel angivet af køretøjets fabrikant.
               
            
                  3.2.2.
               
               
                  For den pågældende siddeplads anses den indbyrdes beliggenhed af R-punktet og H-punktet og forholdet mellem den konstruktivt bestemte torsovinkel og den faktiske torsovinkel for tilfredsstillende, såfremt H-punktet, bestemt ved sine koordinater, ligger inden for et kvadrat, hvis sidelængde er 50 mm, og hvis diagonaler skærer hinanden i R-punktet, og såfremt den faktiske torsovinkel er inden for 5° fra den konstruktivt bestemte torsovinkel.
               
            
                  3.2.3.
               
               
                  Er disse betingelser opfyldt, anvendes R-punktet og den konstruktivt bestemte torsovinkel til påvisning af, at dette regulativs bestemmelser er overholdt.
               
            
                  3.2.4.
               
               
                  Opfylder H-punktet og den faktiske torsovinkel ikke kravene i punkt 3.2.2 ovenfor, bestemmes H-punktet og den faktiske torsovinkel yderligere to gange (tre gange i alt). Såfremt resultaterne af to af disse tre gennemførelser opfylder forskrifterne, finder betingelserne i punkt 3.2.3 ovenfor anvendelse.
               
            
                  3.2.5.
               
               
                  Såfremt resultaterne af mindst to af de i punkt 3.2.4 ovenfor beskrevne gennemførelser ikke opfylder kravene i punkt 3.2.2 ovenfor, eller såfremt efterprøvning ikke kan finde sted, fordi køretøjets fabrikant har undladt at give oplysninger om R-punktets beliggenhed eller om den konstruktivt bestemte torsovinkel, finder det geometriske tyngdepunkt af de tre målte punkter eller gennemsnittet af de tre målte vinkler anvendelse og anses for at gælde i alle tilfælde, hvor der henvises til R-punkt eller konstruktivt bestemt torsovinkel i dette regulativ.
               
            4.   METODE TIL BESTEMMELSE AF H-PUNKT OG FAKTISK TORSOVINKEL
      
                  4.1.
               
               
                  Køretøjets konditioneres efter fabrikantens skøn ved en temperatur på 20 °C ± 10 °C for at sikre, at sædematerialet har rumtemperatur. Har prøvesædet aldrig været benyttet, anbringes en 70 til 80 kg tung person eller anordning på sædet to gange ét minut for at komprimere sædehynde og ryglæn. Hvis fabrikanten anmoder herom, skal alle sæder være ubelastet i et tidsrum af mindst 30 min. før montering af 3-D H-maskinen.
               
            
                  4.2.
               
               
                  Køretøjet skal være i den i punkt 2.11 ovenfor fastlagte måleposition.
               
            
                  4.3.
               
               
                  Er sædet justerbart, indstilles det i den bageste normale køreposition eller siddestilling, som angives af køretøjets fabrikant, idet kun sædets indstilling i længderetningen tages i betragtning, og idet der ses bort fra indstilling til andet formål end normal kørsel. Findes der andre former for indstilling af sædet (højde, vinkel, ryglæn osv.), vælges den indstilling, som foreskrives af køretøjets fabrikant. Affjedrede sæder skal i lodret retning være stift fastgjort i den normale kørestilling angivet af fabrikanten.
               
            
                  4.4.
               
               
                  Det område af sædet, som optages af 3-D H-maskinen, skal være dækket af bomuldsmusselin af tilstrækkelig størrelse og passende vævning, beskrevet som almindeligt bomuldsstof med 18,9 tråde pr. cm2 og vægt 0,228 kg, eller af strikket eller uvævet stof med tilsvarende egenskaber. Hvis prøvningen udføres på et sæde uden for køretøjet, skal underlaget, som sædet anbringes på, have de samme væsentlige egenskaber (2) som gulvet i det køretøj, hvor sædet er beregnet til at blive brugt.
               
            
                  4.5.
               
               
                  3-D H-maskinens sæde og ryglæn anbringes således, at den siddendes midterplan (CPO) falder sammen med 3-D H-maskinens midterplan. På fabrikantens begæring kan 3-D H-maskinen flyttes, så den er inden for CPO, hvis 3-D H-maskinen er anbragt så yderligt, at sædets kant ikke gør det muligt at bringe 3-D H-maskinen i niveau.
               
            
                  4.6.
               
               
                  Fod-/underbensenhederne fastgøres til sædeskålen, enten enkeltvis eller ved hjælp af T-stykket med underben. En linje gennem sigtekornene for H-punktet skal være parallel med jorden og vinkelret på sædets længdemidterplan.
               
            
                  4.7.
               
               
                  3-D H-anordningens fod- og benposition indstilles som følger:
                  
                              4.7.1.
                           
                           
                              Sæde til fører og yderste forsædepassager:
                              
                                          4.7.1.1.
                                       
                                       
                                          De to fod-/benenheder føres fremad, så fødderne indtager deres naturlige stilling på gulvet, om nødvendigt mellem betjeningspedalerne. Den venstre fod skal om muligt anbringes omtrent lige så langt til venstre for 3-D H-maskinens midterplan som den højre fod er til højre. Den libelle, som kontrollerer 3-D H-maskinens indstilling i tværretningen, bringes i vater, om nødvendigt ved efterindstilling af sædeskålen eller ved, at ben-/fodenhederne stilles bagud. Linjen gennem sigtekornene for H-punktet holdes vinkelret på sædets længdemidterplan.
                                       
                                    
                                          4.7.1.2.
                                       
                                       
                                          Hvis det venstre ben ikke kan holdes parallelt med højre ben, og venstre fod ikke kan understøttes af konstruktionen, flyttes venstre fod, indtil den er understøttet. Sigtepunkternes indstilling skal bibeholdes.
                                       
                                    
                        
                              4.7.2.
                           
                           
                              Yderste bagsæder
                              For bagsæde og ekstrasæder anbringes benene som foreskrevet af fabrikanten. Hvis de dele af bunden, som fødderne derved støtter mod, har forskellig højde, benyttes som reference den fod, som først kommer i berøring med forsædet, og den anden fod anbringes således, at libellen til angivelse af sædets indstilling i tværretningen er i vater.
                           
                        
                              4.7.3.
                           
                           
                              Andre sæder:
                              Hertil benyttes den generelle metode i punkt 4.7.1. ovenfor bortset fra, at fødderne anbringes som foreskrevet af køretøjets fabrikant.
                           
                        
            
                  4.8.
               
               
                  Der påsættes vægtlodder for underben og lår, og 3-D H-maskinen bringes i vater.
               
            
                  4.9.
               
               
                  Ryglænsskålen skubbes frem mod det forreste stop, og 3-D H-maskinen trækkes fri af ryglænet ved hjælp af T-stykket. 3-D H-maskinen genindstilles i sædet ved hjælp af en af følgende metoder:
                  
                              4.9.1.
                           
                           
                              Hvis 3-D H-maskinen er tilbøjelig til at glide tilbage, benyttes denne procedure: Man lader 3-D H-maskinen glide tilbage, indtil T-stykket ikke længere behøver at belastes for at begrænse bevægelsen fremad-vandret, dvs. indtil sædets skål ligger an mod ryglænet. Om nødvendigt korrigeres underbenets position.
                           
                        
                              4.9.2.
                           
                           
                              Hvis 3-D H-maskinen ikke er tilbøjelig til at glide tilbage, benyttes denne procedure: 3-D H maskinen skubbes tilbage ved, at T-stykket påføres en bagudrettet vandret belastning, indtil sædeskålen ligger an mod ryglænet (se fig. 2 i tillæg 1 til dette bilag).
                           
                        
            
                  4.10.
               
               
                  Der påføres en belastning på 100 ± 10 N på 3-D H-maskinens ryglæn og skål i skæringspunktet mellem hoftevinkelkvadranten og T-stykkets hus. Belastningens retning holdes langs en linje mellem ovennævnte skæringspunkt og et punkt lige over lårbjælkens hus (jf. figur 2 i tillæg 1 til dette bilag). Derefter føres rygskålen forsigtigt tilbage til ryglænet. Under den resterende del af proceduren må man omhyggeligt forhindre 3-D H-maskinen i at glide frem.
               
            
                  4.11.
               
               
                  Vægtlodderne svarende til højre og venstre balde monteres, derefter skiftevis de otte torsovægtlodder. 3-D H-maskinen skal holdes i vater.
               
            
                  4.12.
               
               
                  Rygskålen vippes fremad, så ryglænet aflastes. 3-D H-maskinen vippes fra side til side gennem en bue på 10° (5° på hver side af det lodrette midterplan) i tre fuldstændige cyklusser for at frigive eventuel akkumuleret friktion mellem 3-D H-maskinen og sædet.
                  Under den rokkende bevægelse kan 3-D H-maskinens T-stykke være tilbøjeligt til at flytte sig fra den foreskrevne vandrette og lodrette indstilling. T-stykket må derfor fastholdes ved, at man påfører det en passende sideværts belastning under den rokkende bevægelse. Det skal sikres, at der ved fastholdelse af T-stykket og den rokkende bevægelse af 3-D H-maskinen ikke utilsigtet påføres nogen udvendig lodret eller frem- og tilbagerettet belastning.
                  3-D H-maskinens fødder må ikke holdes tilbage eller blokeres under dette trin. Hvis fødderne ændrer stilling, skal man indtil videre lade dem forblive i denne stilling.
                  Derefter føres rygskålen forsigtigt tilbage til ryglænet, og det kontrolleres, at begge libeller står i nulstilling. Har fødderne flyttet sig under den rokkende bevægelse af 3-D H-maskinen, skal de justeres på følgende måde:
                  Hver fod løftes skiftevis mindst muligt fri af bunden, indtil der ikke fremkommer nogen yderligere flytning af fødderne. Under denne løftning skal fødderne kunne dreje frit, og der må ikke påføres nogen fremadgående eller sideværts belastning. Når hver fod føres tilbage i sænket stilling, skal hælen være i berøring med den del af konstruktionen, der er beregnet til dette.
                  Kontrollér, at libellen for sideværts indstilling er i nulstilling. Om nødvendigt påføres rygskålen foroven en tilstrækkelig sideværts belastning til at bringe 3-D H-maskinens sædeskål i vater på sædet.
               
            
                  4.13.
               
               
                  Idet T-stykket holdes for at undgå, at 3-D H-maskinen glider fremad på sædehynden, gør man således:
                  
                              a)
                           
                           
                              rygskålen føres tilbage til ryglænet
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Der påføres en vekslende afbrudt vandret bagudrettet belastning på højst 25 N på rygvinkelstangen i en højde omtrent svarende til midten af torsovægtlodderne, indtil hoftevinkelkvadranten viser, at der er nået en stabil stilling efter ophør af belastningen. Det bør omhyggeligt sikres, at 3-D H-maskinen ikke påføres nogen ydre nedadrettet eller sideværts belastning. Er det nødvendigt igen at bringe 3-D H-maskinen i niveau, drejer man rygskålen fremad og i vater og gentager proceduren fra pkt. 4.12.
                           
                        
            
                  4.14.
               
               
                  Tag alle mål:
                  
                              4.14.1.
                           
                           
                              H-punktets koordinater måles i forhold til det tredimensionale referencesystem.
                           
                        
                              4.14.2.
                           
                           
                              Den faktiske torsovinkel aflæses ved 3-D H-maskinens rygvinkelkvadrant med måleanordningen i den stilling, der er længst bagud.
                           
                        
            
                  4.15.
               
               
                  Ønskes installationen af 3-D H-maskinen gentaget, skal alle sæder være ubelastet i mindst 30 minutter, før gentagelsen finder sted. 3-D H-maskinen må ikke efterlades i belastet stand på sædet længere end den tid, det tager at udføre prøvningen.
               
            
                  4.16.
               
               
                  Hvis sæderne i samme række kan anses for at svare til hinanden (bænkesæde, identiske sæder osv.), bestemmes for hver sæderække kun ét H-punkt og én faktisk torsovinkel, idet den i dette bilags tillæg 1 beskrevne 3-D H-maskine anbringes på en siddeplads, som er repræsentativ for rækken. Denne plads skal være:
                  
                              4.16.1.
                           
                           
                              for forreste sæderække: førersædet
                           
                        
                              4.16.2.
                           
                           
                              for bagsæderække(r): en yderplads.
                           
                        
            
         (1)  Hvis H-punktet for nogen siddeplads bortset fra forsæderne ikke kan bestemmes ved hjælp af den tredimensionale H-punkt-maskine eller andre metoder, kan det af køretøjsfabrikanten angivne »R-punkt« efter den kompetente myndigheds skøn anvendes som referencepunkt.
      
         (2)  Hældning, højdeforskel med et sædebeslag, overfladestruktur osv.
      
         TILLÆG 1
         
            Beskrivelse af den tredimensionale H-punkt maskine
             (1)
         
         
            (3-D H-maskine)
         
         1.   RYGLÆNS- OG SÆDESKÅL
         Ryglæns- og sædeskålene er udført i armeret plast og metal; de simulerer den menneskelige krops torso og lår og er mekanisk hængslet i H-punktet. Til måling af den faktiske torsovinkel er der til målestokken fastgjort en kvadrant, som er hængslet i H-punktet. En indstillelig lårbjælke, fastgjort til sædeskålen, fastlægger lårets centerlinje og fungerer som grundlinje for hoftevinkelkvadranten.
         2.   KROPS- OG BENELEMENTER
         Underbenselementerne er forbundet med sædeskålen ved T-stykket, der samler knæene og er en sideværts forlængelse af den indstillelige lårbjælke. Underbenselementerne er forsynet med kvadranter til måling af knævinklerne. Sko- og fodenhederne er kalibreret til måling af fodvinklen. Til den rumlige orientering af anordningen findes to libeller. Vægtlodder svarende til de forskellige kropselementer er anbragt i de respektive tyngdepunkter, så de giver samme indtrængning i sædet som den, der bevirkes af en mandsperson på 76 kg. Det kontrolleres, at alle 3-D H-maskinens led arbejder frit uden at frembyde nævneværdig friktion.
         
            Figur 1
         
         
            Betegnelser for 3-D H-maskinens dele
         
         
            
         
            Figur 2
         
         
            Dimensioner for 3-D H-maskinens dele og vægtfordeling
         
         
            
         
            (1)  Vedrørende nærmere enkeltheder i konstruktionen af 3-D H-maskinen henvises til Society of Automobile Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, USA.
         Maskinen svarer til den, der er beskrevet i ISO Standard 6549:1980.
      
      
         TILLÆG 2
         
            TREDIMENSIONALT REFERENCESYSTEM
         
         
                     1.
                  
                  
                     Det tredimensionale referencesystem er defineret ved tre ortogonale planer, som fastlægges af køretøjets fabrikant (jf. illustrationen) (1).
                  
               
                     2.
                  
                  
                     Køretøjets målestilling fastlægges ved, at køretøjet anbringes på støttefladen, således at referencemærkernes koordinater svarer til de værdier, der angives af fabrikanten.
                  
               
                     3.
                  
                  
                     Koordinaterne for »R«-punktet og »H«-punktet bestemmes i forhold til målepunkterne, som defineres af køretøjsfabrikanten.
                  
               
            Figur
         
         
            Det tredimensionale referencesystem
         
         
            
         
            (1)  Referencesystemet svarer til ISO-standard 4130:1978
      
      
         TILLÆG 3
         
            REFERENCEDATA FOR SIDDEPLADSER
         
         1.   KODNING AF REFERENCEDATA
         Referencedata er angivet fortløbende for hver siddeplads. Siddepladser er identificeret ved en kode bestående af to tegn. Det første tegn er et arabertal, som angiver sæderækken, regnet fra køretøjets forende til bagenden. Det andet tegn er et stort bogstav, som angiver sædets placering i rækken, set i køretøjets normale køreretning; der anvendes følgende bogstaver:
         
                     L = venstre
                  
                  
                     C = midt
                  
                  
                     R = højre
                  
               2.   BESKRIVELSE AF KØRETØJETS MÅLESTILLING
         2.1.   Referencemærkernes koordinater:
         X …
         Y …
         Z …
         3.   FORTEGNELSE OVER REFERENCEDATA
         3.1.   Siddeplads: …
         3.1.1.   R-punktets koordinater
         X …
         Y …
         Z …
         3.1.2.   Konstruktivt bestemt torsovinkel: …
         3.1.3.   Specifikationer for sædeindstilling (1)
         
         vandret: …
         lodret: …
         vinkelindstilling: …
         torsovinkel: …
         
                     Bemærk:
                  
                  
                     Referencedata for yderligere siddepladser angives under 3.2, 3.3, osv..
                  
               
            (1)  Det ikke gældende overstreges.
      
   
   
      BILAG 20
      
         KONTROL AF PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE
      
      1.   DEFINITIONER
      I dette bilag forstås ved:
      1.1.   »Produkttype«: alle ruder med de samme primære kendetegn
      1.2.   »Tykkelsesklasse«: alle ruder, hvis forskellige dele har samme tykkelse inden for de tilladte tolerancer
      1.3.   »Produktionsenhed«: alle de produktionsmidler for en eller flere rudetyper, som har samme geografiske beliggenhed; den kan omfatte flere fabrikationskæder.
      1.4.   »Skif«: en produktionsperiode på den samme produktionslinje i løbet af en arbejdsdag.
      1.5.   »Produktionsperiode«: en periode uden afbrydelse med produktion af samme produkttype på samme produktionslinje.
      1.6.   »Ps«: antallet af ruder af samme produkttype fremstillet af samme skift.
      1.7.   »Pr«: antallet af ruder af samme produkttype fremstillet under en produktionsperiode.
      2.   PRØVNING
      Ruderne underkastes følgende prøver:
      2.1.   Forruder af hærdet glas
      
                  2.1.1.
               
               
                  Brud- og splintringsprøve i henhold til forskrifterne i punkt 2 i bilag 4.
               
            
                  2.1.2.
               
               
                  Lysgennemgangsmåling i henhold til forskrifterne i punkt 9.1 i bilag 3.
               
            
                  2.1.3.
               
               
                  Prøvning af den optiske forvrængning i henhold til forskrifterne i punkt 9.2 i bilag 3.
               
            
                  2.1.4.
               
               
                  Prøvning af sekundærbilledseparationen i henhold til forskrifterne i punkt 9.3 i bilag 3.
               
            2.2.   Ruder af glas med ensartet hærdning
      
                  2.2.1.
               
               
                  Brud- og splintringsprøve i henhold til forskrifterne i punkt 2 i bilag 5.
               
            
                  2.2.2.
               
               
                  Lysgennemgangsmåling i henhold til forskrifterne i punkt 9.1 i bilag 3.
               
            
                  2.2.3.
               
               
                  For ruder, der anvendes som forruder:
                  
                              2.2.3.1.
                           
                           
                              Prøvning af den optiske forvrængning i henhold til forskrifterne i punkt 9.2 i bilag 3.
                           
                        
                              2.2.3.2.
                           
                           
                              Prøvning af sekundærbilledseparationen i henhold til forskrifterne i punkt 9.3 i bilag 3.
                           
                        
            2.3.   Forruder af almindeligt lamineret glas og forruder af plexiglas
      
                  2.3.1.
               
               
                  Prøvning med attraphoved i henhold til forskrifterne i punkt 3 i bilag 6.
               
            
                  2.3.2.
               
               
                  Prøvning med kugle på 2 260 g i henhold til forskrifterne i punkt 4.2 i bilag 6 og punkt 2.2 i bilag 3.
               
            
                  2.3.3.
               
               
                  Prøvning af modstandsdygtighed over for høje temperaturer i henhold til forskrifterne i punkt 5 i bilag 3.
               
            
                  2.3.4.
               
               
                  Lysgennemgangsmåling i henhold til forskrifterne i punkt 9.1 i bilag 3.
               
            
                  2.3.5.
               
               
                  Prøvning af den optiske forvrængning i henhold til forskrifterne i punkt 9.2 i bilag 3.
               
            
                  2.3.6.
               
               
                  Prøvning af sekundærbilledseparationen i henhold til forskrifterne i punkt 9.3 i bilag 3.
               
            
                  2.3.7.
               
               
                  Udelukkende for forruder af plexiglas:
                  
                              2.3.7.1.
                           
                           
                              Prøvning af modstandsdygtighed over for slid i henhold til forskrifterne i punkt 2.1 i bilag 9.
                           
                        
                              2.3.7.2.
                           
                           
                              Prøvning af modstandsdygtighed over for fugt i henhold til forskrifterne i punkt 3 i bilag 9.
                           
                        
                              2.3.7.3.
                           
                           
                              Prøvning af modstandsdygtighed over for kemiske stoffer i henhold til forskrifterne i punkt 11.2.1 i bilag 3.
                           
                        
            2.4.   Ruder af almindeligt lamineret glas og af plexiglas bortset fra forruder
      
                  2.4.1.
               
               
                  Prøvning med kugle på 227 g i henhold til forskrifterne i punkt 4 i bilag 7.
               
            
                  2.4.2.
               
               
                  Prøvning af modstandsdygtighed over for høje temperaturer i henhold til forskrifterne i punkt 5 i bilag 3.
               
            
                  2.4.3.
               
               
                  Lysgennemgangsmåling i henhold til forskrifterne i punkt 9.1 i bilag 3.
               
            
                  2.4.4.
               
               
                  Udelukkende for ruder af plexiglas:
                  
                              2.4.4.1.
                           
                           
                              Prøvning af modstandsdygtighed over for slid i henhold til forskrifterne i punkt 2.1 i bilag 9.
                           
                        
                              2.4.4.2.
                           
                           
                              Prøvning af modstandsdygtighed over for fugt i henhold til forskrifterne i punkt 3 i bilag 9.
                           
                        
                              2.4.4.3.
                           
                           
                              Prøvning af modstandsdygtighed over for kemiske stoffer i henhold til forskrifterne i punkt 11.2.1 i bilag 3.
                           
                        
            
                  2.4.5.
               
               
                  Ovenstående betingelser anses for opfyldt, såfremt de tilsvarende prøvninger er udført på en forrude af samme sammensætning.
               
            2.5.   Forruder af behandlet lamineret glas
      
                  2.5.1.
               
               
                  Ud over prøvningerne i punkt 2.3 i dette bilag foretages der en brud– og splintringsprøvning i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 8 i bilag 4.
               
            2.6.   Ruder beklædt med plastmateriale
      Ud over de i de forskellige punkter i dette bilag foreskrevne prøver udføres følgende prøver:
      
                  2.6.1.
               
               
                  Prøvning af modstandsdygtighed over for slid i henhold til forskrifterne i punkt 2.1 i bilag 9.
               
            
                  2.6.2.
               
               
                  Prøvning af modstandsdygtighed over for fugt i henhold til forskrifterne i punkt 3 i bilag 9.
               
            
                  2.6.3.
               
               
                  Prøvning af modstandsdygtighed over for kemiske stoffer i henhold til forskrifterne i punkt 11.2.1 i bilag 3.
               
            2.7.   Dobbeltruder
      
                  2.7.1.
               
               
                  Der foretages de prøvninger, der er fastsat i nærværende bilag for hver af de ruder, der indgår i dobbeltruden, med samme hyppighed og samme krav.
               
            
                  2.7.2.
               
               
                  Ved dobbeltruder udføres lysgennemgangsmåling i henhold til forskrifterne i punkt 9.1 i bilag 3.
               
            2.8.   Stive plastruder bortset fra forruder
      
                  2.8.1.
               
               
                  Faldprøvning med kugle på 227 g i henhold til forskrifterne i punkt 5 i bilag 14.
               
            
                  2.8.2.
               
               
                  Lysgennemgangsmåling i henhold til forskrifterne i punkt 9.1 i bilag 3.
               
            
                  2.8.3.
               
               
                  Slidprøvning i henhold til forskrifterne i punkt 6.1 i bilag 14.
               
            
                  2.8.4.
               
               
                  Krydsskæringsprøvning i henhold til forskrifterne i punkt 6.3 i bilag 14.
                  NB: Prøvningen i punkt 2.8.2 ovenfor finder kun anvendelse, såfremt ruden skal anvendes i en placering af betydning for førerens sigtbarhed.
                  Prøvningen i punkt 2.8.4 ovenfor udføres på prøveeksemplarer, som ikke har været underkastet prøvning i henhold til forskrifterne i punkt 6.2 i bilag 14.
               
            
                  2.8.5.
               
               
                  Prøvning af modstandsdygtighed over for kemiske stoffer i henhold til punkt 11 i bilag 3.
               
            2.9.   Stive plastruder bortset fra forruder
      
                  2.9.1.
               
               
                  Faldprøvning med kugle på 227 g i henhold til forskrifterne i punkt 4 i bilag 15.
               
            
                  2.9.2.
               
               
                  Lysgennemgangsmåling i henhold til punkt 9.1 i bilag 3.
                  NB: Prøvningen i punkt 2.9.2 ovenfor finder kun anvendelse, såfremt ruden skal anvendes i en placering af betydning for førerens sigtbarhed.
               
            
                  2.9.3.
               
               
                  Prøvning af modstandsdygtighed over for kemiske stoffer i henhold til punkt 1.2.1 i bilag 3.
               
            2.10.   Dobbeltruder af stift plast
      
                  2.10.1.
               
               
                  Faldprøvning med kugle på 227 g i henhold til forskrifterne i punkt 5 i bilag 16.
               
            
                  2.10.2.
               
               
                  Lysgennemgangsmåling i henhold til punkt 9.1 i bilag 3.
                  NB: Prøvningen i punkt 2.10.2 ovenfor finder kun anvendelse, såfremt ruden skal anvendes i en placering af betydning for førerens sigtbarhed.
               
            
                  2.10.3.
               
               
                  Prøvning af modstandsdygtighed over for kemiske stoffer i henhold til punkt 11 i bilag 3.
               
            3.   HYPPIGHEDEN AF PRØVNINGERNE OG DISSES RESULTATER
      3.1.   Brud- og splintringsprøvning
      3.1.1.   Prøvninger
      
                  3.1.1.1.
               
               
                  Der udføres en indledende serie prøver med et brud i hvert af de i dette regulativ foreskrevne anslagspunkter ved hver ny rudetypes produktionsstart med henblik på at bestemme det største brudpunkt. Resultaterne af prøvningen registreres.
                  For så vidt angår forruder af hærdet glas skal denne indledende serie prøvninger imidlertid kun foretages, såfremt årsproduktionen af ruder af denne type er på mere end 200 enheder.
               
            
                  3.1.1.2.
               
               
                  I løbet af produktionsperioden udføres en kontrolprøve i det i punkt 3.1.1.1 fastsatte brudpunkt.
               
            
                  3.1.1.3.
               
               
                  Ved hver produktionsperiodes begyndelse eller efter en farveændring udføres kontrol.
               
            
                  3.1.1.4.
               
               
                  I løbet af produktionsperioden udføres kontrolprøver med følgende minimumsfrekvens:
                  
                              Forruder af hærdet glas
                           
                           
                              Ruder af hærdetglas bortset fra forruder
                           
                           
                              Forruder af behandlet lamineret glas
                           
                        
                              Ps > 200: en pr. produktionsperiode
                           
                           
                              Pr ≤ 500: en pr. skift
                           
                           
                              0,1 % pr. type
                           
                        
                              Ps > 200: en hver fjerde produktionstime
                           
                           
                              Pr > 500: to pr. skift
                           
                           
                               
                           
                        
            
                  3.1.1.5.
               
               
                  Ved produktionsperiodens afslutning udføres en kontrolprøve på en af de sidst fremstillede ruder.
               
            
                  3.1.1.6.
               
               
                  Såfremt Pr < 20, skal der kun foretages en enkelt brudprøvning pr. produktionskampagne.
               
            3.1.2.   resultater
      alle resultater skal registreres, herunder de resultater for hvilke der ikke foretages permanent registrering af brudmønstret.
      desuden skal der én gang pr. skift, bortset fra Pr ≤ 500, foretages permanent registrering af brudmønstret. i sidstnævnte tilfælde foretages kun én prøvning med permanent registrering af brudmønstret pr. produktionsperiode.
      3.2.   prøvning med attraphoved
      3.2.1.   prøvninger
      kontrollen foretages på en prøve svarende til mindst 0,5 % af en fabrikationskædes daglige produktion af laminerede forruder, med et maksimum af 15 forruder pr. dag.
      valget af prøveemner skal være repræsentativt for produktionen af de forskellige typer forruder.
      i stedet for kan disse prøvninger, efter aftale med den administrative instans, erstattes med prøvningen med kuglen på 2 260 g (jf. punkt 3.3 nedenfor). under alle omstændigheder foretages der prøvning med attraphoved på mindst to prøver pr. tykkelsesklasse pr. år.
      3.2.2.   resultater
      alle prøveresultater skal registreres.
      3.3.   slagprøve med en kugle på 2 260 g
      3.3.1.   prøvninger
      kontrollen foretages mindst én gang pr. måned og pr. tykkelsesklasse.
      3.3.2.   resultater
      alle prøveresultater skal registreres.
      3.4.   slagprøve med en kugle på 227 g
      3.4.1.   prøvninger
      prøverne skæres ud af prøveemnerne. af praktiske grunde kan prøvningerne imidlertid foretages på færdige produkter eller på dele af disse.
      kontrollen foretages på en prøve svarende til mindst 0,5 % af produktionen for et skift, med højst ti prøver pr. dag.
      3.4.2.   resultater
      alle prøveresultater skal registreres.
      3.5.   prøvning ved høj temperatur
      3.5.1.   prøvninger
      prøverne skæres ud af prøveemnerne. af praktiske grunde kan prøvningerne imidlertid foretages på færdige produkter eller på en del af disse produkter. sidstnævnte udvælges således, at alle mellemlæggene prøves i forhold til deres anvendelse.
      kontrollen foretages på mindst tre prøver af den daglige produktion pr. farve af mellemlægget.
      3.5.2.   resultater
      alle prøveresultater skal registreres.
      3.6.   lysgennemgang
      3.6.1.   prøvninger
      der foretages prøvninger af repræsentative prøver af færdige tonede produkter.
      kontrollen foretages mindst ved begyndelsen af hver produktionsperiode, såfremt en ændring af rudens kendetegn har indflydelse på resultaterne af prøvningen.
      forruder og andre ruder med en regelmæssig lysgennemgang, som blev målt i forbindelse med typegodkendelsen, på mindst 75 %, og ruder med symbolet V (se punkt 5.5.2 i dette regulativ), undtages for denne prøvning.
      i stedet for prøvningen kan glasleverandøren i forbindelse med ruder af hærdet glas fremlægge et bevis for, at ovenstående forskrifter er opfyldt.
      3.6.2.   resultater
      målingen af den regelmæssige lysgennemgang skal registreres. for så vidt angår forruder med uigennemsigtig solskærm kontrolleres det endvidere ud fra de tegninger, der er omtalt i dette regulativs punkt 3.2.1.2.2.4, at sådanne bånd befinder sig uden for prøvningszone B eller zone i afhængigt af, hvilken køretøjsklasse forruden er beregnet til. eventuelle uigennemsigtig solskærm skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 18.
      3.7.   optisk forvrængning og adskillelse af sekundærbilledet
      3.7.1.   prøvninger
      alle forruder undersøges med henblik på at finde formatfejl. ved hjælp af de i dette regulativ foreskrevne metoder eller enhver anden metode, der giver lignende resultater, foretages der endvidere målinger i de forskellige synszoner med følgende mindste hyppighed:
      
                   
               
               
                  enten, hvis Ps ≤ 200, en prøve pr. skift,
               
            
                   
               
               
                  eller, hvis Ps > 200, to prøver pr. skift
               
            
                   
               
               
                  eller 1 % af hele produktionen, idet de udtagne prøver er repræsentative for hele produktionen.
               
            3.7.2.   Resultater
      Alle prøveresultater skal registreres.
      3.8.   Prøvning af modstandsdygtigheden mod slid
      3.8.1.   Prøvninger
      Kun ruder beklædt med plastmateriale og ruder af plexiglas underkastes denne prøvning. Kontrollen udføres mindst én gang pr. måned og pr. type plastbeklædningsmateriale eller plastmateriale.
      3.8.2.   Resultater
      Målingen af lysspredningen skal registreres.
      3.9.   Prøvning af modstandsdygtigheden over for fugt
      3.9.1.   Prøvninger
      Kun ruder beklædt med plastmateriale og ruder af plexiglas underkastes denne prøvning. Kontrollen udføres mindst én gang pr. måned og pr. type plastbeklædningsmateriale eller plastmateriale.
      3.9.2.   Resultater
      Alle prøveresultater skal registreres.
      3.10.   Prøvning af modstandsdygtighed mod kemiske stoffer
      3.10.1.   Prøvninger
      Kun ruder beklædt med plastmateriale, plexiglasruder og plastruder underkastes denne prøvning. Kontrollen udføres mindst én gang pr. måned og pr. type plastbeklædningsmateriale eller plastmateriale.
      3.10.2.   Resultater
      Alle prøveresultater skal registreres.
      3.11.   Krydsskæringsprøvning
      3.11.1.   Prøvninger
      Kun stive plastruder med en beklædning, der er modstandsdygtig over for slid, underkastes denne prøvning. Der foretages mindst en kontrol pr. uge og pr. type plastmateriale og beklædning af prøveeksemplarer, som ikke har været underkastet vejrbestandighedsprøvning (bilag 14, punkt 6.2).
      Der foretages prøvning af prøveeksemplarer, der har været underkastet simulerede vejrforhold, hver tredje måned.
      3.11.2.   Resultater
      Alle prøveresultater skal registreres.
   
   
      BILAG 21
      
         Bestemmelser vedrørende montering af sikkerhedsruder på køretøjer
      
      1.   ANVENDELSESOMRÅDE
      Dette bilag indeholder bestemmelser vedrørende montering af sikkerhedsruder på køretøjer i klasse M, N og O (1) for at sikre et højt sikkerhedsniveau for fører og passager og især sikre føreren et godt udsyn under alle trafikale forhold, ikke kun fremad, men også bagud og til siderne.
      Det finder ikke anvendelse på pansrede køretøjer, jf. definitionen i punkt 2.3.
      2.   DEFINITIONER
      I dette bilag forstås ved:
      
                  2.1.
               
               
                  »Køretøj«: et motorkøretøj eller en anhænger hertil, som er beregnet til færdsel på vej, med mindst fire hjul, og hvis højeste konstruktivt bestemt hastighed er over 25 km/h, bortset fra køretøjer, som kører på skinner, og mobile maskiner.
               
            
                  2.2.
               
               
                  »Køretøjsklasse«: en række køretøjer, der hører til den relevante køretøjsklasse, som er vedtaget i bilag 7 til den konsoliderede resolution om køretøjers konstruktion (R.E.3) (1)
                  
               
            
                  2.3.
               
               
                  »Køretøj til særlig anvendelse«, »campingbil«, »pansret køretøj«, »ambulance«, »rustvogn«, »cabriolet«: er defineret i bilag 7 til den konsoliderede resolution om køretøjers konstruktion (R.E.3) (1)
                  
               
            
                  2.4.
               
               
                  »Dobbeltdækkerbusser«: er defineret i punkt 2.1.2 i regulativ nr. 107.
               
            3.   GENERELLE FORSKRIFTER, DER FINDER ANVENDELSE PÅ KØRETØJER IKLASSE M, N OG O
      
                  3.1.
               
               
                  Sikkerhedsruder skal monteres på en sådan måde, at de kan modstå de påvirkninger, som køretøjet udsættes for under normale kørselsforhold, forbliver på plads og fortsætter med at sikre førerens og passagerernes udsyn og sikkerhed i køretøjet.
               
            
                  3.2.
               
               
                  Sikkerhedsruder skal være forsynet med det relevante typegodkendelsesmærke som beskrevet i punkt 5.4 i dette regulativ, eventuelt efterfulgt af et af de yderligere symboler, som er omhandlet i punkt 5.5.
               
            4.   SÆRLIGE BESTEMMELSER, DER FINDER ANVENDELSE PÅ KØRETØJER I KLASSE M OG N (1)
      
      4.1.   Forruder
      
                  4.1.1.
               
               
                  Den regelmæssige lysgennemgang må ikke være under 70 %.
               
            
                  4.1.2.
               
               
                  Forruden skal være typegodkendt for den køretøjstype, som den er beregnet til montering på.
               
            
                  4.1.3.
               
               
                  Forruden skal være korrekt monteret i forhold til førerens R-punkt i køretøjet.
               
            
                  4.1.4.
               
               
                  Der må ikke monteres hærdede forruder på køretøjer, hvis konstruktivt bestemte maksimale hastighed er over 40 km/h.
               
            4.2.   Sikkerhedsruder bortset fra forruder og skilleruder.
      4.2.1.   Sikkerhedsruder af betydning for førerens synsfelt fremad
      
                  4.2.1.1.
               
               
                  Sikkerhedsruder igennem hvilke føreren har sit synsfelt fremad, jf. definitionen i punkt 2.18.1 i dette regulativ, skal have en regelmæssig lysgennemgang på mindst 70 %.
               
            
                  4.2.1.2.
               
               
                  Sikkerhedsruder i plast skal forsynes med et yderligere symbol /B/L som defineret i punkt 5.5.5 og 5.5.7 i dette regulativ.
               
            4.2.2.   Sikkerhedsruder af betydning for førerens synsfelt bagud
      
                  4.2.2.1.
               
               
                  De sikkerhedsruder, der er defineret i punkt 2.18.2 i dette regulativ, skal have en lysgennemgang på mindst 70 %; dog tillades en lysgennemgang på mindre end 70 %, såfremt der er monteret to ydre førerspejle, forudsat at ruden er forsynet med det yderligere symbol V, som omhandlet i punkt 5.5.2 i dette regulativ.
               
            
                  4.2.2.2.
               
               
                  Sikkerhedsruder i plast skal forsynes med et yderligere symbol A/L eller B/L som defineret i punkt 5.5.5 og 5.5.7 i dette regulativ.
                  I stedet kan bagruden i et foldetag på et cabrioletkøretøj forsynes med det yderligere symbol /B/M.
                  Bagruden i et foldetag til et cabrioletkøretøj kan være lavet af en fleksibel plastrude.
               
            4.2.3.   Andre sikkerhedsruder
      
                  4.2.3.1.
               
               
                  Sikkerhedsruder, der ikke er omfattet af definitionerne i punkt 2.18.1 og 2.18.2 i dette regulativ, skal forsynes med det yderligere symbol V som omhandlet i punkt 5.5.2 i dette regulativ, såfremt lysgennemgangen er mindre en 70 %.
               
            
                  4.2.3.2.
               
               
                  Sikkerhedsruder i plast skal forsynes med et af de yderligere symboler, som er defineret i punkt 5.5.5, 5.5.6 og 5.5.7 i dette regulativ. Hvis køretøjet imidlertid er beregnet til passagertransport, er ruder med de yderligere symboler /C/L eller /C/M ikke tilladt på steder, hvor der er risiko for sammenstød med hovedet.
               
            4.2.4.   Undtagelser
      For så vidt angår sikkerhedsruder i plast finder bestemmelserne om modstandsdygtighed over for slid, jf. punkt 4.2.2.2 og 4.2.3.2 i dette bilag, ikke anvendelse for følgende køretøjer og rudeplaceringer:
      
                  a)
               
               
                  ambulancer
               
            
                  b)
               
               
                  rustvogne
               
            
                  c)
               
               
                  påhængskøretøjer, herunder campingvogne
               
            
                  d)
               
               
                  soltage og ruder placeret i køretøjets tag
               
            
                  e)
               
               
                  alle ruder på øverste dæk i en dobbeltdækkerbus.
               
            Der kræves ikke symbol eller prøvning for slid.
      4.3.   Særlige forskrifter
      
                  4.3.1.
               
               
                  Eventuelle fremadvendende ruder bortset fra forruder skal enten udgøres af en lamineret glasrude eller en plastrude med det yderligere symbol /A, jf. definitionen i punkt 5.5.5 og 5.5.7 i dette regulativ.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  Punkt 4.3.1 finder ikke anvendelse på køretøjer med en konstruktivt bestemt højeste hastighed på under 40 km/h.
               
            
         (1)  Som defineret i bilag 7 til den konsoliderede resolution om køretøjers konstruktion (R.E.3), (TRANS/WP.29/78/Rev.1 og Amend.2).